MITTHEILUNGEN

AUS DEM

MECHANISCH-TECHNISCHEN LABORATORIUM

DER

K. TECHNISCHEN HOCHSCHULE

IN

MÜNCHEN

VON

J. BAUSCHINGER

O. PROFESSOR DER TECHNISCHEN MECHANIK UND GRAPHISCHEN STATIK.

ACHTZEHNTES HEFT,

ENTHALTEND:

MITTHEILUNG XXII: ELASTICITÄT, FESTIGKEIT UND ABNÜTZBARKEIT VERSCHIEDENER STEIN-MATE RIA LIEN.

MIT 2 GROSSEN TABELLEN UND 3 BLÄTTERN ABBILDUNGEN.

MÜNCHEN

THEODOR ACKERMANN

königlicher hof-buchhIndler

1889.

Ö

)

⁵

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000315045

“BBUOTR^i

xJ

MITTHEILUNGEN

AUS DEM

MEC HA NI SCI T-TE C H NI SCH EN LABORATORIUM

DER

K. TECHNISCHEN HOCHSCHULE

IN

MÜNCHEN

VON

J. BAUSCHINGER

O. PROFESSOR DER TECHNISCHEN MECHANIK UND GRAPHISCHEN STATIK.

ACHTZEHNTES HEFT,

ENTHALTEND:

MITTHEILUNG XXII: ELASTICITÄT FESTIGKEIT UND ABNÜTZBARKEIT VERSCHIEDENER STEIN-MATERIALIEN.

MIT 2 GROSSEN TABELLEN UND 3 BLÄTTERN ABBILDUNGEN.

MÜNCHEN

THEODOR ACKERMANN

KÖNIGLICHER HOF-BUCHHÄNDLER

1889.

\

-■

r

T

%

x.WM®W

^ BSBUOTEKft °

?•

&

/

‘V

€

gg j

nr in»^. A86?

#

mk-2 is/wö

€

XXII.

Elasticität, Festigkeit und Abnützbarkeit verschiedener Steinmaterialien.

Die Tabellen I und II enthalten die Resultate derjenigen Versuche über Elasticität, Festigkeit und Abnützbarkeit Steinen verschiedener Art, welche seit den Ver

von

Öffentlichungen in den Heften IV, V, X und XI dieser „Mit-zum Schlüsse des Jahres 1888 im

theilungen“ bis Laboratorium und zwar durchweg mit der Werder’sehen

Maschine angestellt worden sind. Ausgeschlossen wurden nur diejenigen Versuche, bei welchen zugleich üntersuch-über die Frostbeständigkeit vorgenommen wurden;

ungen

über diese soll im Zusammenhang im nächsten Hefte

berichtet werden.

Die Steinarten sind in den Tabellen I und II in gleicher Weise in 6 Abtheilungen und innerhalb derselben nach den Fund- oder Fabrikationsorten geordnet, wie in den Tabellen der Hefte IV und XI meiner „Mittheilungen.“ Dabei ist in der Regel die von den Einsendern angegebene Bezeichnung beibehalten worden. In Tabelle II sind die Resultate aller der Versuche zusammen gestellt, wo demselben Material nur die Druckfestigkeit und Abnützbarkeit oder auch nur eine dieser beiden Eigenschaften bestimmt wurde. Die Tabelle I dagegen enthält die Resultate solcher Versuche, wo ausser der Druckfestigkeit auch noch andere Festigkeitsarten, oder auch nur letztere gefunden worden sind.

An vielen der in Tabelle I aufgeführten Probestücken sind auch Messungen über Druck- und Zugelasticität an-gestellt worden und zwar in ganz gleicher Weise, wie im V. Hefte dieser „Mittheilungen“ ausführlich beschrieben worden ist. Der Messapparat, mein sog. Spiegelapparat, bei allen diesen neuen Versuchen bereits so ver-

an

tragen wurden. Bei der Darstellung der Zugversuche wurde für beide Coordinaten der doppelt so grosse Maassstab genommen, die Abscissen wurden vom Anfangspunkte aus nach links, dieOrdinaten nach unten hin abgetragen. In den Figuren 17 und 18 auf Blatt I (Druckversuche Ziegelmauerwerkskörpern) sind die Maassstäbe der Abscissen und Ordinaten die vierfachen von denjenigen der andern Figuren aut diesem und den andern Blättern. Bei dieser Darstellungsweise sind die Messresultate von Probestücken mit verschiedenen Querschnitten und verschiedener Messlänge direkt miteinander vergleichbar; auch ist der Maassstab für den Elasticitäts-Modul für Druck derselbe, wie für Zug, und für die Figuren 17 und 18 auf Blatt I derselbe, wie für alle anderen; er brauchte also auf demselben Blatt nur einmal angegeben zu werden.

Der Anfangspunkt der Coordinatensysteme dieser graphischen Darstellungen ist überall mit a bezeichnet und dafür bei Zug- und Druckversuchen, die an demselben Material-Individuum angestellt wurden, in der Regel der gleiche Punkt gewählt. Dadurch tritt der stetige Ueber-gang der Druck- in die Zugcurve da, wo er zu erwarten ist, also wo der Zug in der gleichen Richtung zum Lager ausgeübt worden ist, und wo keines der Probestücke vorher belastet worden war, meistens recht schön hervor.

an

war

bessert, dass Correktionen wegen todten Ganges nicht angebracht zu werden brauchten. Die Resultate dieser Messungen sind nur graphisch auf den Blättern I bis III wiedergegeben, indem bei den Druckversuchen die Belastungen in Atmosphären als Abscissen im Maassstabe: 1 Doppelcentimeter = 20 Atmosphären vom Anfangspunkte nach rechts und die Zusammendrückungen in Millionteln

der ursprünglichen Länge als Ordinaten im Maassstabe; 1 Doppelcentimeter = 400 Milliontel nach oben aufge-

Bauschinger, Mittheilungen. XXII.

Wenn im Verlaufe der von Null in gewissen Intervallen aufsteigenden Belastungen wieder auf Null zu-zückgegangen und die bleibende Zusammendrückung oder Verlängerung gemessen wurde, so wurde an das Ende des bei a beginnenden Zuges der Buchstabe b und an das Ende der Ordinate für die Abscisse Null, welche jene bleibende Läugenäuderung misst, der Buchstabe c geschrieben. Wurde alsdann von Null sogleich wieder auf jene Endbelastung gegangen und für letztere, wie fast immer der Fall, dieses zweitemal eine andere, grössere Längenänderung erhalten, als das erstemal, so wurde der entsprechende neue Curvenpunkt nicht mit jenem c verbunden, sondern nur mit dem nächsten Buchstaben des Alphabets, hier d, bezeichnet. Wenn aber von Null an

Spannungen erzeugen, die senkrecht zur Druckaxe gerichtet sind, während sie, die Reibung, als rein passiver Widerstand, allerdings indirect jene Spannungen veranlasst, aber doch nur insoweit, als sie die Querdilatation des Probestückes mehr oder weniger verhindert, und auch dies nur in der Nähe der Druckflächen (s. oben). Von jenen durch die Reibung erzeugten Schub- und Normalspannungen leitet Mohr dann die pyramidale oder keilförmige Gestalt der Bruchstücke ab und kommt zu dem Schluss, dass, je kleiner die Reibung, desto kleiner der Winkel an der Spitze der Pyramiden oder Keile werden müsse. Aber dies steht im Wider

wieder in kleinen Intervallen aufwärts gegangen wurde, so wurden die Curvenpunkte untereinander und mit c verbunden und der nächste Buchstabe des Alphabetes erst an den Punkt des Curvenzuges geschrieben, von dem aus wieder auf die Belastung Null zurückgegangen wurde. So ist in der Aufeinanderfolge der Buchstaben des Alphabets leicht der Verlauf der Messungen, welche in den einzelnen Figuren der Blätter I bis III dargestellt sind, zu erkennen.

Die näheren Angaben über die so gemessenen Probestücke sind in der zweiten Spalte der Tabelle I und in denjenigen Bemerkungen derselben Tabelle enthalten, welche sich über die zweite und dritte Spalte erstrecken. Man sieht daraus, dass die Enden der Strecke, für welche die Zusammendrückung gemessen worden ist, überall so weit von den immer sorgfältig gehobelten Endflächen der Probestücke entfernt waren, dass — wie ich schon in Heft V meiner „Mittheilungen“, S. 6—10 nachgewiesen habe*), — eine gleichmässige Verkeilung des Drucks über die Querschnitte innerhalb der gemessenen Strecke und damit eine Unabhängigkeit der Messungsresultate von den Einflüssen der Druckplatten angenommen werden darf. Aehnliches gilt für die Zugversuche.

Alle Druckversuche mit natürlichen Steinen wurden,

spruche mit den Versuchen, welche ich im VI. Hefte meiner „Mittheilungen“ S. 15 u. 16 (1876) beschrieben habe. In denselben ist die Beschaffenheit der 0,5 cm breiten Aufsatzfläche des Stahlprismas und der Stirnfläche des Steinwürfels die gleiche, ob jene durch die Mitte dieser geht oder gegen den Rand hinaus gerückt wird; der absolute Betrag der Reibuug ist also im ersteren Falle jedenfalls grösser als in dem letzteren, weil die Druckkraft, mit welcher der Bruch erfolgt, grösser ist; und doch ist der Keil in jenem Falle höher und schlanker, sein Winkel kleiner, als in den andern Fällen, wo er um so grösser wird, je näher die Aufsatzfläche des Prismas dem Rande kommt, je kleiner die Kraft wird, bei welcher der Bruch erfolgt.*) auch da, wo sie nur den Zweck hatten, die Druckfestig-    In ähnlicher Weise bilden sich die pyramidalen- oder

keit zu bestimmen, stets an Probestücken angestellt, deren    keilförmigen Bruchstücke in prismatischen Probekörpern,

die durch gleichförmig über ihre Stirnflächen verbreitete Druckkräfte zerdrückt werden. Der Bruch erfolgt bei Steinmaterialien, deren Schubfestigkeit immer nur gering ist, durch Uebenvinden dieser letzteren durch die Schubspannungen in den zur Druckaxe schief gerichteten Flächenelementen, welche Schubspannungen durch die auf die Stirnflächen wirkenden Druckkräfte erzeugt werden. In Folge der gleichmässigen Anordnung der Materie und

Stirnflächen gehobelt waren und an gleichfalls gehobelten gusseisernen Druckplatten anlagen, von denen die eine im Kugelgelenk beweglich ist. Diese Probestücke waren in der Regel Würfel und auf diese Gestalt beziehen sich immer die Angaben über die Druckfestigkeit, wenn nicht in einer Note in der Spalte „Bemerkungen“ die von der Würfelform abweichende Gestalt des Probestücks angegeben ist.

Ueber den Einfluss der Beschaffenheit der Druckflächen    der Druckkräfte rings um die Druckaxe, die zugleich

sowie von Beilagen, welche zwischen sie und die Druck-    geometrische Axe des Probestückes ist, liegen jene schiefen

platten eingelegt werden, auf die Druckfestigkeit habe ich    Flächenelement.e, in denen schliesslich die Abschiebung

mich schon in der ersten meiner „Mittheilungen“, im    vor sich geht, auf der Mantelfläche zweier Pyramiden oder

Jahre 1873 ausgesprochen. Seitdem hat Mohr in den    Kegel oder auch nur Keile, welche von den Druckflächen

Anwendungen seiner schönen graphischen Darstellung des Spannuugs- und Deformatiouszustandes in einem Körperelemente**) auf den Einfluss der Reibung zwischen den Stirnflächen des Druckprobestückes und den Druckplatten oder Beilagen aufmerksam gemacht, aber meines sehr verwickelt, um so mehr, als auch die Reibung an Erachtens zu viel Gewicht auf sie gelegt, indem er den von ihm so genannten „Reibungskräften“ eine aktive

gegen die Mitte hereinragen. Beim Abschieben muss daher der, diese Pyramiden umgebende Ring von Material erst auseinander gesprengt werden, wobei natürlich auch die Querdilatation mithilft. Dadurch werden die Vorgänge

den Abschiebflächen von Einfluss sein wird. Die Gestalt der Bruchstücke, jener Pyramiden, Kegel etc. wird sich

Rolle zuschreibt, gemäss welcher sie Schub- und Normal-

*) Diese Ausführungen scheint Mohr übersehen zu haben, als er die Bemerkung über den Elasticitätsmodnl auf S. 141 des 28. Bandes des „Civilingeuieur“ machte.

**) Civilingeuieur, Bd. XXVIII, S. 138 u. f. (1882)

*) Ich benütze die Gelegenheit, um einen Druckfehler in der Tabelle IX auf S. 16 des VI. Heftes meiner „Mittheilungen“ zu eor-rigiren. Es muss dort in der ersten Zeile der Spalte 11 heissen 1,55 statt 7,55 cm. Der Fehler ist glücklicherweise so auffallend und aus der zugehörigen Figur so leicht erkennbar, dass ihn jeder aufmerk-I same Leser wohl schon selbst verbessert haben wird.

dabei ebenso, wie bei den oben angezogenen Versuchen, ! hin sich ausbreiten, fliessen. Daher, im Verein mit ihrem nach der Grösse der Kraft richten, die zum Auseinander- Eindringen in die Vertiefungen der Druckflächen, die Versprengen des umgebenden Ringes erforderlich ist, und die

sowohl von der Dicke des Ringes als auch von der Ge- das Auftreten der Lamellenform der Bruchstücke bei hin-stalt seines, also auch des Querschnitts des Probestückes abhängt. Die Neigung ihrer Mantelfläche zur Grundfläche mindestens 45° betragen, weil dabei die Schubspannin ihren Flächenelementen am grössten sind, gleich

zur

an

wenn

form schlanker, ihre Keilwirkung kräftiger werden, indem

Bei Probestücken von grösserer

aus

muss

ungen

der Hälfte der Druckspannungen an den Stirnflächen.

Sie sind also, bei Steinen, immer weitaus ausreichend, die Schubfestigkeit zu überwinden ; der Ueberschuss wird eben zum Zersprengen des umgebenden Materials (und U eher Windung der Reibung an den Abschubflächen) verwendet. Dieses Auseinandersprengen wird um so leichter werden, je dünner der Ring wird; desshalb werden die Pyramidenflächen womöglich von der Mitte des Probestücks bis die Peripherie der Druckflächen desselben reichen, wo die Dicke des Ringes also am kleinsten wird und wo daher auch die ersten Risse sich zeigen. Bei Würfeln reicht hiezu gerade die Neigung von 45° aus, sie kann aber, erforderlich, auch etwas grösser und die Pyramiden-die Pyramidenspitzen, sich gegenseitig ausweichend, bis über die Mitte des Probestückes hinausragen (vgl. die Figuren 14 und 15 auf Blatt XI des Heftes VI dieser „Mittheilungen“).

Höhe als der Würfel steht dieser Verlängerung der Pyramiden nichts im Wege, und da die Keil Wirkung solcher schlanken Pyramiden kräftiger ist, so bilden sie sich von selber so und daher kommt dann die Verringerung der Druckfestigkeit mit wachsender Höhe der Probestücke. Bei geringerer Höhe der Probestücke reichen die Grundflächen der Pyramiden, deren Spitzen in der Mitte dieser Stücke liegen, nicht mehr bis an den Rand der Druckflächen, um so weniger, je schlanker diese Pyramiden werden sollten; die zu zersprengenden Ringe werden um so dicker, je geringer die Höhe wird; desto grösser wird also auch die Druckfestigkeit, um so mehr, als hiebei offenbar die Reibung zwischen den Druckplatten und den Flächen, mit welchen jener Ring an ihnen liegt, eine sehr bedeutende Rolle spielt.

Durch mehr oder weniger weiche Beilagen zwischen den Stirnflächen des Probestückes und den gusseisernen Druckplatten wird die Reibung der Stirnflächen an und für sich eher vergrössert, als verkleinert, da sich ihre Erhabenheiten, die ja immer vorhanden sind, leichter in die Beilagen eindrücken; aber die hemmende Wirkung dieser Reibung auf die Querdilatation des Probestückes kann verringert, ja ganz aufgehoben und sogar in das Gegentheil verkehrt werden, wenn diese Beilagen unter wachsendem Drucke von der Mitte nach der Peripherie

ringerung der Druckfestigkeit, die sie hervorbringen und reichend weichen Beilagen und hinreichend grossem Druck. Jenes „Auseinanderfliessen“ der Beilagen beginnt nämlich erst bei einer gewissen Grösse des Druckes. Ist diese so bedeutend, dass damit die Druckfestigkeit des Probestückes überschritten wird, so bricht dieses unter Bildung von Pyramiden ganz so und unter derselben Bruchbelastung, wie wenn die Beilagen nicht vorhanden wären. Daher kann es kommen, dass Beilagen aus einer und derselben Bleiplatte die Druckfestigkeit eines weichen Sandsteines gar nicht ändern, die eines härteren und festeren Sandsteines oder eines weicheren Kalksteines nur wenig und dagegen die eines Granites sehr bedeutend, bis auf die Hälfte, verringern, wobei sich im ersteren Falle immer Pyramiden, im zweiten Pyramiden oder solche mit Lamellen gemischt und im dritten stets Lamellen als Bruchstücke bilden. In letzteren Fällen ist dann selbstverständlich auch die Druckfestigkeit von der Höhe der Probestücke bis zu einem gewissen Grade nach auf- und abwärts un*

abhängig.

Aus diesen Gesichtspunkten sind nun die, in der Tabelle A (Seite 6) zusammengestellten Resultate von Versuchen, die ich über den Einfluss verschiedener Beilagen auf die Druckfestigkeit verschiedener Steinarten angestellt habe, leicht zu deuten. Der Druck erfolgte dabei überall senkrecht zum Lager, wo dieses erkenntlich war.

Die Ziegelsteine (Backsteine, Mauerziegel etc.) habe ich früher auf ihre Druckfestigkeit in der Weise geprüft, dass ich die ganzen Steine auf ihren Breitseiten mit ca. 1—2 cm starken Cementmörtelbändern aus einem Gemisch von einem Theil Portland-Cement mit 3 Theilen Quarzsand überziehen liess, welche 12—14 Tage an der Luft erhärteten. Darnach wurden die Steine zwischen Filzbeilagen zerdrückt, wobei die Mörtelbänder intakt blieben. Hiezu ist allerdings meistens eine sehr bedeutende Kraft erforderlich, die manchmal 1001, die Maximalkraft der W erder'sehen Maschine, übersteigt. Desshalb wandte ich gerne später diejenige Prüfungsmethode an, welche auf der Münchener Conferenz vereinbart worden ist und in den „Beschlüssen der Conferenzen zu München und Dresden“ S. 30 und 31 so beschrieben wird: „Ziegel sind auf ihre Druckfestigkeit in ungefähr würfelförmigen Stücken zu prüfen, die durch Aufeinanderlegen je zweier halben Steine erhalten werden, welche durch eine schwache Mörtelschicht reinem Portland-Cement zu verbinden und an ihren Druckflächen durch Ueberziehen mit einer ebensolchen Mörtelschichte abzugleichen sind.“ Diese Mörtelscbichten liess ich auch 12—14 Tage erhärten und zerdrückte dann

Probestücke und Material

Exemplar

Tabelle A.

Art der Einspannung

Druck

festigkeit

at

Form der Bruchstücke und

sonstige Bemerkungen

Würfel von 15 cm Kante aus einem und demselben Stücke Schilfsandstem von Oberdachstetten bei Ansbach.

Mit gehobelten DruckÜächen direkt an den gusseisernen Druckplatten liegend.

Mit gehobelten Druckflächen an Beilagen von dünnem Walzblei.

295

290

Pyramiden und Seitenplatten.

Desgl.

Würfel von ca. 9 cm Kante aus einem und demselben Stück weissen Buntsandstein von Heigenbrücken (derselbe, wie der unter Nr. 29 in der Tabelle I des X. Heftes dieser „Mittheilungen“ aufgeführte).

Mit gehobelten Druckflächen direkt au den gusseisernen Druckplatten liegend.

Mit ungehobelten, aber gut abgerichteten Druckflächen an Beilagen von 1mm starkem Walzblei liegend.

Mit ebensolchen Druckflächen an Beilagen von ca. 2mm dickem Pappendeckel liegend.

Mit ebensolchen Druckflächen an Beilagen von ca. 2 mm dicken Gummiplatten liegend.

Mit gehobelten Druckflächen an zwei ebenso grossen Steinwürfeln aus gleichem Material liegend, deren Druckflächen gleichfalls gehobelt waren und die andererseits direkt an den gusseisernen Druckplatten lagen.

Ebenso eingespannt.

543

457

564

244

385

376

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Lamellen oder besser Prismen, 11 an der Zahl.

Die drei Würfel verhalten sich nahezu wie ein Stück, sowohl bezüglich der Druckfestigkeit als der Form der Bruchstücke (vgl. die oben citirte Tabelle).

Desgl.

Würfel von 6, 8 und 10cm Kante aus einem und demselben Stück Kalkstein von Ibrlenstein (derselbe wie der unter Nr. 19 der Tab. I in Heft X aufgeführte). Das Material ist ziemlich ungleichartig.

(10 cm)

(8 cm)

Mit gehobelten Druckflächen direkt an den gusseisernen Druckplatten liegend.

Ebenso.

265

216

Pyramiden und Seitenplatten.

Desgl.

(10 cm)

; (10 cm)

(10 cm)

(8 cm)

(6 cm)

Mit ungehobelten, aber gut abgerichteten Druckflächen an Beilagen aus ca. 1mm dickem Walzblei.

Mit ebensolchen Druckflächen an Beilagen aus ca. 2 mm dickem Pappendeckel.

Mit gehobelten Druckflächen an ebensolchen Beilagen.

Mit ungehobelten, aber gut abgerichteten Druckflächen an Beilagen aus ca. 2 mm dicken Gummiplatten liegend.

Mit gehobelten Druckflächen an zwei je 2cm dicken gleichem Material, von gleichem Querschnitt und mit beiderseits gehobelten Druckflächen liegend; die Platten andererseits direkt an den gusseisernen Druckplatten.

Platten aus

130

191

254

109

178

Pyramiden- und Lamellenform gemischt.

Pyramiden und Seiten platten*

Desgl.

Lamellen oder besser Prismen, 8 an der Zahl.

Die drei Stücke verhalten sich nahezu wie ein Stück, sowohl bezüglich der Druckfestigkeit als bezüglich der Form der Bruchstücke. Im Mittelstück ist die Pyramidenform deutlich erkennbar gleichfbrmigkeit des Materials verkümmert.

aber wegen Un-

(6 cm)

Ebenso.

218

Desgl.

Würfel von 6 cm Kante aus Granit von Hauzenberg, a, b, c, d aus einem, a', b', c', d' aus einem anderen Stück.

er

Mit gehobelten Druckflächen direkt an den gusseisernen Druckplatten liegend.

Ebenso.

Mit ungehobelten, aber gut abgerichteten Druckflächen an Beilagen aus ca. 1mm starkem Walzblei liegend.

Mit gehobelten Druckflächen an gleichen Beilagen.

1700

1720

828

1040

Pyramiden und Seitenplatten.

Pj «_

Mit ungehobelten, aber gut abgerichteten Druckflächen an Beilagen aus ca. 4,5 mm starkem Pappendeckel liegend.

Mit gehobelten Druckflächen an gleichen Beilagen.

Mit ungehobelten aber gut abgerichteten Druckflächen an Beilagen aus ca. 2mm starken Gummiplatten.

Mit gehobelten Druckflächen an gleichen Beilagen.

1150

1210

837

926

Desgl.

Lamellen- oder besser Brismen-und Pyramidenform gemischt, die Lamellenform vorwiegend.

Lamellen- und Pyramidenform ziemlich gleichmässig vertreten.

Vorwiegend Pyramiden, aber auch Lamellen.

Desgl.

Lamellen oder besser Prismen, 9 an der Zahl.

Desgl., ebenfalls 9 an der Zahl.

Versuche Nr. 327 und 3796.

Dieses

auf die erste Methode ge

il ur

aus der andern Beschaffenheit der Mörtelbänder. — Die beiden

die so erhaltenen Probekörper ohne Beilagen mit direkt an den Druckplatten anliegenden, vorher durch Schleifen geebneten Druckflächen.

Wo bei den in den Tabellen I und II aufgeführten Ziegelsteinen die erstere, ältere Methode zur Bestimmung der Druckfestigkeit angewendet wurde, ist es in der 2. oder letzten Spalte ausdrücklich bemerkt. Wo also eine solche Bemerkung nicht steht, was von Lab. Nr. 3368 an der Fall ist, da wurde die zweite Methode angewandt, Ilm die Resultate, welche nach der einen Methode erhalten worden waren, mit den nach der anderen Methode erhaltenen vergleichen zu können, habe ich folgende Versuche angestellt; Von 8 Sorten Ziegelsteinen wurden je 6 Steine auf die zweite und 4 (einmal auch nur drei) auf die erste Methode geprüft, nachdem vorher das spezifische Gewicht jedes Steines nach dem Trocknen desselben bei 30° C. mittelst der hydrostatischen Wage bestimmt worden war. Das letztere war nothwendig, weil die Druckfestigkeit von Ziegelsteinen, selbst einer und derselben Sorte, in der Regel sehr verschieden, aber doch in einem gewissen Grade vom spezifischen Gewicht abhängig ist. letztere kann und muss desshalb zum Vergleich der Festig keitsresultate mit herbeigezogen werden. Diesen Vergleich habe ich so geführt, dass ich die Resultate für die 6, auf die zweite Methode geprüften Steine graphisch so dar-stellte, dass ich die spezifischen Gewichte als Abscissen und die Druckfestigkeiten als Ordinaten auftrug. Zwischen diese 6 Punkte legte ich nach dem Augenmaasse eine Mittellinie und suchte auf derselben die Ordinate desjenigen Punktes, dessen Abscisse gleich dem Mittel aus den spezifischen Gewichten der, prüften Steine war. Die durch diese Ordinate ausgedrückte Druckfestigkeit wurde dann mit der mittleren Druckfestigkeit der letzteren Steine in Vergleich gesetzt. Die so erhaltenen Resultate sind in der Tabelle B (Seite 8) enthalten. Es folgt aus denselben, dass bei Ziegeln im deutschen Format (ca. 25    12    6 cm), welches die ersten sechs

Sorten in obiger Tabelle besassen, das neue Verfahren nach den Conferenzbeschlüssen grössere Resultate für die Druckfestigkeit liefert, als mein altes mit den ganzen Steinen; letzteres gibt Druckfestigkeiten, die im Mittel etwa 0,75mal so gross sind, als die nach dem Conferenz-\ erfahren gefundenen. Dieses, auf den ersten Anblick auffällige Resultat erklärt sich wohl aus dem Gebrauch von Filz-Aeilagen bei meinem älteren Verfahren und vielleicht auch

Ziegelsorten im alten bayerischen Format, (ca, X 14 )<( 6,5 cm) dagegen geben nach meinem älteren \ erfahren bedeutend grössere Druckfestigkeiten als nach dem neuen. Da dieses Format auch in Bayern wohl nur noch selten vorkommt, so habe ich es nicht für nothwendig

gehalten, dieses Resultat durch weitere Versuche zu con-troliren.

Die Schubfestigkeit wurde auf die gewöhnliche Weise mittelst der bekannten Vorrichtung der Werder’schen Maschine (s. diese „Mittheilungen“ Heft I, Fig. 8 auf Blatt I) bestimmt und ist darüber nichts weiteres zu sagen.

Die Biegungsfestigkeit wurde immer so gemessen, dass das Probestück, an zwei Unterstützungspunkten frei anliegend, durch eine in der Mitte concentrirte Kraft P durchgebrochen wurde, und dann aus der Formel

,3 PI 2 bh²

berechnet. Da aber diese Formel bei verschiedener Gestalt und Grösse der Probestücke verschiedene Werthe für die Biegungsfestigkeit des gleichen Materials ergibt (kleinere Werthe bei grösseren Dimensionen), so wurde bei jedem, in der Tabelle I aufgeführten Resultat in der letzten Spalte die Grösse der Spannweite 1 und die Höhe h und Breite b des Querschnittes des Versuchsstückes mit angegeben.

Die Bestimmung der Zugfestigkeit der Steine ist eine sehr schwierige Aufgabe. Bei der in Heft I dieser „Mittheilungen“ beschriebenen und in den Figuren 10 und 11 auf Blatt I daselbst abgebildeten Vorrichtung erfolgt der Bruch häufig in oder dicht an einer Einspannstelle, zum Theil wegen des Einflusses der Zahnkeile, zum grösseren Theil aber, weil wegen der geringeren Beweglichkeit der horizontal liegenden, verhältnissmässig schweren Einspann-köpfe leicht ein Abbiegen und Abbrechen der dicken und spröden Probestücke eintritt. Das letztere ist zum Theil auch noch bei der in Heft X dieser „Mittheilungen“ S. 5 beschriebenen Einspannweise mit schwalbenschwanzförmigen Enden der Versuchsstücke der Fall. Ich habe desshalb früher da, wo es sich nur oder nur noch um die Ermittlung der Zugfestigkeit handelte, den einen der beiden Einspannköpfe an einer Kette in vertikaler Richtung aufgehängt; in seinem Maule hing an den darangeschraubten Zahnkeilen das Probestück und an diesem wieder in gleicher Weise der zweite Einspannkopf, der an seinem unteren Ende mittelst einer Kette gezogen wurde, welche zuerst vertikal abwärts ging und dann über eine Rolle in horizontale Richtung geleitet wurde, in welcher sie dann die Kraft des Presskolbens der W erd er'sehen Maschine aufnehmen konnte. Auf diese Weise erfolgte dann der Bruch meist in der Mitte oder weit genug von den Ein-spannstellen entfernt, dass' das Resultat als richtig angesehen werden konnte. Natürlich wurde dabei das Gewicht des unteren Kopfes und des entsprechenden Theiles der Kette, sowie die Reibung der Rolle berücksichtigt. Wo diese Methode angewandt wurde, ist es an den Resultaten in Tabelle I ausdrücklich bemerkt. Die andern Resultate

Tabelle B«

P? Bezeichnung

Material

Exemplar

Spezif. Gewicht

2. Meth.(n. d. Confer.-Beschl.) Der Probestücke

Höhe

Länge Breite

Druck

festig.

Exemplar

cm

cm

cm

at

Spezif. Gewicht

1. Meth. (m. d. ganzeu Steinen) Der Probestücke

Höhe

cm

Länge Breite Druckfestig.

cm

cm

at

Vergleichszahl nach der 2. Methode. Druckfestigkeit at

Verhältuisszahl

12

Handsteine vom Format 25 X 12 X 6cm

von hellgelber Farbe, weich gebrannt, stark absandend.

B 1,36

1,37

1,39

14a

Handsteine vom Format 24,5 X 12,5 X 6 cm von dunkelrother Farbe, ziemlich hart gebrannt, etwas absandend.

E 1,40 F 1,41

A 1,72 B 1,745 C 1,715 D I 1,735

1,73

15,2

12,6

14b

Handsteiue vom Format 24,5 X 12 X 6 cm von hellgelber Farbe, ziemlich weich gebrannt, absandend.

1,38

14,8

12,3

1,37

14,8

12,1

C 1,37 D 1,37

14,8

12,2

14,8

11,8

1,34

14,8

12,5

F 1,37

14,9

11,9

15a

Maschinensteine vom Format 24X 12 X    A j 1,74

6,5cm von hellrother Farbe, hart i B ' 1,73 gebrannt.

14,9

12,3

14,9

12,4

C 1,74 D 1,75 E j 1,75 F ¹ 1,75

14,9

12,3

15b

Hohlsteine vom Format 24 X 12 X 7 cm mit 2 Längslöchern von quadratischem Querschnitt mit 2,6 cm Seite von rother Farbe, hart gebrannt.

A 1,75 B 1,75 C 1,77 D 1,74 E 1,75 F 1,795

17b    Hohlsteine vom Format 25 X 14 X 6cw ; A

mit 2 Längslöchern von recht- B eckigem Querschnitt mit 2X3 cm \ C Seite von blassrother Farbe, hart D gebrannt.

iO    LO    lO

r-H r-H    O    O    r-H    GM

I'- D-    1^-    z£>    D-    b»

rH r-H    rH    r-H    rH    r-H

16.2 16,2 12,2 16,2    11,9 16,2 | 12,0

14,5! 12,5

14,5

14,2

14,5

14,5

14,5

12,2

12,6

12,3

12,2

12,2

12,5

22

Maschinensteine vom Format 29 X j A 14 X ? cm von rother Farbe, mittel- • B hart gebrannt.

1,59

1,59

! C 1,65 D 1,64

!f

1,60

1,68

16,1

16.1

14,2

14,4

16,1

16,i

16,1

16,1

14,6

14,3

14,3

14,0

23 j Maschinensteine vom Format 29 X A

1,74

15,8    14,4

14 X 6,5 cm von rother Farbe, mit- j B telhart gebrannt.    C

1,695

15,9

14,0

1,71

1,69

E 1,71 F 1,705

JO JO J— J-» JO JO    H-1JO _tO p-r-'jo    JO JOJOJO IOJO    p jo JO Io JO' JO    JO JO IO JOJO to

io h* m fs to h 03 to to o ih o    ohh* c o i—^¹    to to co co m h    000005000^0    oo'i-n'ooT© io Io j'o’^hiTjo'o'öo    oiHoioboi

lüilll    §§S§§§    Hills    IsslSS    Iggggss

co

O0 CM O

rH r-H

CO <M

co co o

<© r-< rH rH rH

co co © o

rH t-H

COCOniH 05 ©> © ©

rH rH

iß iß

iß CO t- (M CO

rHr—T r-T t-T

1,395

1,72

1,70

1,705

1,70

*0    lO

O    rfl 1^- ZD

co^co^co co

rH H H H H

GO CO CO 00 CG CG CG CG

GO t— GO GO CG CG CG CG

CG CG CG CG

©_'©HfJCj lß Hfl iß iß

O l CM O l CM

Hfl Hfl Hfl Hfl

CM CM CM CM

IO InO tNO CO tfi. QI ßt ü'

mobb

CO 00 rH r-H CM r-T Of OT

rH rH rH rH

©J-JDJ'-

cL of of cm"

rH rH rH rH

h-i h-i H-*

JnO JNO LOJnO t4H o5 Ol 05

CM r—< r-H CO I C'**

D- GO !>» GO ID-

95    0,81

1^- -rfH "hD -f< CM CO

rH rH

r-H r-H

142

205    0,70

Ph cg H d

M co E-i P

Ph cg Eh

78

79

112

90

1,355

1,74

1,735

1,73

1,73

OO 00 JX> JX>

°CDbbb

rH O O O

Hjf HfT Hjt HjT

CM CM CM CM

<© Hfl Hfl lß

of cm" of cm~

H H H

CO    -fl    iß    ^    OHO«

t— t—    i— I—    r—    i— i— i — t>-

rH    rlH    HH    rH    rH r-Ti-TrH

iß

$88

CO CC CD

q_q,HOn

CO-cor co' CG

CO) CO CO>

ec CO CD CO

H-    H

to io to to

IO to to to JO'JOIJO’ 4-

'o'o'i-H'öo

O Iß CM

CM rH rH GO

aT afof cc

CM CM <M CM

HHHH

JO J O jo jo

7-hT-h © ©

rH^rH^OO^O rfi -rfH CO ^

rH rH r-H rH

r-^CM Hfl -rfH

r-H rH r-H

CM O O^CM rjT nfT -rfT rfT

rH rH rH r-H

90

137

144

149

140

142

83

77

90

78

(M

CO

co io

T-H r-H

160

144

109

143

132

149

178

173

151

163

100    0,90

235    0,60

105

230

105

0,78

0,70

1,26

100    1,63

wurden nur dann als richtig anerkannt, wenn der Bruch weit genug von den Einspannstellen entfernt war.

Das spezifische Gewicht wurde in der Regel durch Ausmessen und Wiegen der Probestücke bestimmt, vorausgesetzt natürlich, dass letztere die zu diesem Verfahren erforderliche regelmässige und genau adjustirte Gestalt Bei einigen neueren Bestimmungen wurde die

hatten.

hydrostatische Wage angewendet, wobei das Probestück zuerst in der Luft, nachdem es bei 30° C. getrocknet worden wurde und dann nochmals im nassen Zu-

stände in der Luft und unter Wasser, nachdem es so viel Wasser aufgesaugt hatte, dass während der letzten Operation, dem Wiegen unter Wasser, keine, oder keine merkliche Wasseraufnahme mehr erfolgte.

Methode angewendet wurde, da sind die in den betreffenden Spalten der Tabellen I und II enthaltenen Resultate mit einem Sternchen ausgezeichnet.

München, im April 1889.

Wo diese letztere

J. B.

war, gewogen

Tabelle I.

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums.

Material

und

Probestück

Fund-

oder

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Druck

festig

keit

at

Richtung des Druckes zum Lager

Schub

festig

keit

at

Richtung der Schubfläche zum Lager

Bieg-

ungs-

festig-

keit

at

Richtung der Bruchfläche zum Lager

Zug

festig

keit

ai

Richtg des Zuges z. Lager

Bemerkungen

I. Versteinerungs-lose Felsarten. Granite.

685

Zwei Würfel von 8 cm Kante (a u. b) und 2 Prismen von den Dimensionen 20 X 10 X 6 cm (c u. d) aus ziemlich feinkörnigem, gelbem Granit.

Bruch bei Metten (Deggendorf).

cf

05

772

818

40

420¹)

46 quer 26,5    ||

6,4²)

x) Für 20 cm Höhe und 10 X 6 cm Querschn.

²) Vorher mit 483 at gedrückt.

Die Prismen cu. d wurden zuerst auf Druckelasticität parallel zum Lager auf eine Länge von 6 cm geprüft, ersteres bis 483 at, wo in Folge der Querdilatation das eine der Weilchen des Spiegelapparates aus seinen unteren Körnern gedrängt wird, letzteres bis 420 at, wo sich in der Nähe des einen Wälzchens bereits eine Platte vom Stein loslöst. Es wird dann auch, nachdem der Druck ermässigt und der Messapparat abgenommen worden war, schon bei 370at zerdrückt (Diagramme in Fig. 5 u. 6 auf Blatt I). Das Prisma c wurde dann auf den Breitseiten gehobelt und auf Zugelasticität parallel zum Lager geprüft, scheint aber durch den vorher erlittenen Druck in seinem Gefüge schon sehr gelockert worden zu sein, wie der Knick der Zugeurve (Fig. 5a auf Blatt I) gegen die Druckcurve nach abwärts und die geringe Zugfestigkeit andeuten. Die Bruchstücke dieses Prisma’« wurden noch auf Schubfestigkeit geprüft.

690 | Sechs Würfel von 6 cm Kante aus ziemlich feinkörnigem, bläulichem Granit.

Zeinriether Brüche bei Nabburg.

— J

GO

1330¹)

1520

1520

1540

²)

x) Bruch etwas einseitig.

²) Lager nicht zu erkennen.

lOOCO^

lOiOtOCO

1 r-i t—I i—i

704

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus blauem, feinkörnigem Granit, ganz ähnlich dem vorigen.

Tauchersdorfer Bruch bei Nabburg.

-1

00

1770

1820

1660¹)

1640

²)

cg äs co

CO (VJ ca 04

—1    | —I T—I

x) Etwas einseitiger Bruch.

²)    Lager nicht erkennbar.

³)    Dunkle, glimmerreiche Bruchfläche.

709

2710

Ein Prismen von den Abmessungen 30 X 10 X 10 cm aus G ran it.

Zwei Parallelepipede von 210 cm Länge und 24 X 20, bezw. 20X20 cm Querschnitt ans blauem Granit.

Nabburg.

Nabburg.

264¹) 247²)

x) Bei 20, ²) bei 17 cm Spannweite.

147x)

149²)

x) Auf 100 cm Spannweite, auf der Hochkante liegend durchgebrochen, 5 cm der Mitte.

²) Auf 100 cm Spannweite mitten durchgebrochen.

von

10

Nr. im Hauptverzeicliniss des Laboratoriums

Material

und

Probestück

Fund

oder

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Druck

festig

keit

at

Richtung des Druckes zum Lager

Schub

festig

keit

at

Richtung der Schub-fläclie zum Lager

Bieg-

ungs-

festig-

keit

at

Richtung der Bruch fläche zum Lager

Zug

festig

keit

at

Richtg des Zuges z. Lager

Bemerkungen

677

Bruch Rossberg bei a Cham.

Ein Würfel von 15 cm Kante (a), in Würfel und Prismen zerlegt und ein Prisma von den Abmessungen 21 X 8 X 8 cm (b) aus grobkörnigem, glimmer-reichem, gelbem Granit.

Ein Prisma von der Länge 14 cm und dem Querschnitt 8 X 8 cm aus dem Würfel a wurde auf eine Länge von 4 cm bis zu einer Spannung von 470 at auf Druckeiasticität senkrecht zum Lager geprüft, (s. Fig. 2 auf Blatt I), und das Prisma b auf eine Länge von 10 cm bis zu 450 at auf Druckelasticität parallel zum Lager (s. Fig. 1 auf Blatt I). Bemerkenswerth ist im letzteren Diagramm die Auflockerung, welche der Zug mn gegen den vorhergehenden kl anzeigt, und welche durch eine Anzahl von Schlägen mit dem Holzhammer hervorgebracht wurde, die dem Stücke ertheilt wurden, nachdem es ausgespannt worden war, worauf es erst noch lx/2 Stunden liegen blieb, bevor es wiederholt eingespannt wurde. Dasselbe Prisma wurde dann abgebrochen etc.

1080⁵) J_

920⁴) J_

cd eo co cd os r-aoiOtocD<n

—§ l⁻— % I⁻

*-s

CD -1 CD ü< ^

-I

¹)    Prismen mit 12 cm Spannweite, 6 cm Breite, 4.3 cm Höhe.

²)    Mit frei bewegl., senkrecht hängenden Eiuspann-köpfen; beim kleineren Resultat die Bruchfläche sehr glimmerreich.

³)    Prisma mit 16 cm Spannweite und 8X8 cm Querschnitt.

⁴)    Würfel von 8 cm Kante aus dem Prisma.

⁵)    Würfel von ca. 8 cm Kante.

686

Zwei Prismen von den Abmessungen 14 X 8 X 8 cm (a) und 23X8X8cm (b) aus Granit, ähnlich dem vorigen.

Beide Prismen wurden zuerst auf Druckelasticität geprüft, a auf eine Länge von 4cm bis 440 senkrecht und b auf eine Länge von 10cm bis 220at parallel zum Lager (Diagramme in Fig. 3 und 4 auf Blatt I). Das Prisma a wurde dann zu Würfel verarbeitet und dieselben auf Druckfestigkeit, andere, dabei abgefallene Stücke auf Schubfestigkeit geprüft. Das Prisma b wurde zuerst abgebrochen und dann die Bruchstücke so benützt, wie das ganze Prisma a.

Findling am Eoss- a berg bei Cham.

935¹) J_

876³) X 876³) X

r-soHiom«ß CD CO 05 r*i CO Tfl

r.

_[

⁴) Würfel von 8 cm Kante aus dem Prisma; Bruch etwas einseitig.

²)    Das ganze Prisma, auf 16 cm Spannweite.

³)    Würfel von ca. 8 cm Kante aus dem Prisma.

2677 Zwei Parallelepipede von 110 cm Länge und 25 X 25 cm Querschnitt aus Granit.

Blauberg bei Cham.

quer

Die ganzen Parallelepipede auf 100 cm Spannweite.

2711 Zwei Parallelepipede von 110cm Länge und 20 X 20cm Querschnitt aus gelbem Granit.

Cham.

05

io

109

Auf 100cm Spannweite 4 cm ausserhalb der Mitte durchgebrochen; tiefer gelb als das folgende Expl., mit mehreren dunklen glimmerreichen Stellen im Bruch.

Auf 100cm Spannweite mitten durchgebrochen.

2700 Zwei Parallelepipede von 120 cm Länge und 24 X 24 cm Querschnitt aus Granit.

Sternstein bei Weiden.

er p

154

140

Die ganzen Parallelepipede auf 100 cm Spannweite.

2701 Zwei Parallelepipede von 120 cm Flossenbürg bei

Weiden.

Länge und 22 X 22, bezw. 25 X 25 cm Querschnitt aus Granit.

er p

Oi O'

Desgl.

2702 Zwei Parallelepipede von 120 cm ;

Länge und 20 X20, bezw. ! 23 X23 cm Querschnitt aus gelbem Granit.

Plössberg bei W eitlen.

64

38

Desgl. — b etwas tiefer gelb als a.

2930 I Ein Parallelepiped von 120 cm Länge und 26 X 20 cm Querschnitt aus Granit.

Nagel bei Wun-siedel.

100

Auf 100cm Spannweite, auf der Hochkante liegend mitten durchgebrochen, wobei zugleich von einer der Bruchflächen eine starke, schief verlaufende Platte abgesprengt wurde.

des Laboratoriums

Material

und

Probestück

Fund

oder

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Druck

festig

keit

at

Richtung des Druckes zum Lager

Schub

festig

keit

at

Richtung der Schubfläche zum Lager

Bieg-

ungs-

festig-

keit

at

Richtung der Bruchfläche zum Lager

Zug

festig

keit

at

Richtg des Zuges z. Lager

Bemerkungen

232*

Vier Würfel von 7 cm Kaute (a—d) uud 2 Prismen von den

Abmessungen 40 X 10 X 10 cm (e u. f) aus sehr grobkörnigem, glimmerreichem und gelblichem Granit.

Ebrecbtstein b.Kir-cbenlamitz.

to to to to

ssss

o o o o

CO tN CO so CO -SH <M <M rH rH tH t-H

H-

82    145x)

76 _L 117 quer 115 quer

-I

x) Die ganzen Prismen auf 36 cm Spannweite.

106

101

72

74

143x)

823

Ein Würfel von 15,8 cm Kante aus Granit, in 2 Prismen (a u. b) von den Abmessungen 15,8 X 7 X 7 cm und 4 Würfel (c—f) von 7 cm Kante so zerlegt, wie die umstehende Figur audeutet; ziemlich feinkörnig, blau.

Bruch Gusen am link. Donau-Ufer bei Mautbbausen n.n.ö. von Enns.

63    J_    152x)

-- II

70    _J_    164x)

!*h

-I -I

x) Auf 14 cm Spannweite.

1430

1550

1510

1540

100

824

Ein Würfel von 15,8 cm Kante aus Granit, in 2 Prismen (a u. b) und 4 Würfel (c—1) ebenso zerlegt wie vorhin. Aehnlich wie der vorige in Korn und Farbe.

Heinricbsbrucb am link. Donau-Ufer bei Mauthhausen n.n.ö. von Enns.

1570

1930

1810

1940

h» H iß CO ^ CO Tfl GSI

r—I    H H

H-=l-

242x) 238x)

x) Auf 14 cm Spannweite.

825

Ein Würfel von 15,8 cm Kante aus Granit, in 2 Prismen (a u. b) und 4 Würfel (c—f) ebenso zerlegt wie vorhin. Gröber in Korn und heller in der Farbe als die vorigen.

Bergbrncb axn 1. Do- a nau-Uferb. Mauthhausen n.n.ö. von b Enns.

1740

1530¹)

1820

1850

H o CM O

r—i rH rH t-H

H-H-

196¹)

196¹)

-I -I

x) Auf 14 cm Spannweite.

826

Ein Würfel von 15,8 cm Kante aus Granit, in 2 Prismen (a u. b) und 4 Würfel (c—f) ebenso zerlegt wie vorhin; ähnlich in Korn und Farbe wie 823 und 824.

Langenberg. Bruch n. von Perg und lx/2 Meilen ö. von Mauth-bausen.

ca.

1810

1880

1840¹)

1860

HlO^CO T* S£> CO

HHHH

= !-=!-

229x)

226¹)

x) Bruchstücke nicht vollständig normal, keilförmig.

x) Auf 14 cm Spannweite.

x) Bruch etwas einseitig.

827

Ein Würfel von 15,8 cm Kante Granit, in 2 Prismen (a u. b) und 4 Würfel (c—f) ebenso zerlegt wie vorhin. Gröber in Korn und etwas heller in der Farbe als der vorige.

aus

Hammerbruch n. ja vonPerg, l¹/* Meilen ö. von Mauth-bausen.

1910

1870

1850

1670

88

132

154

130

quer

quer

208¹)

200x)

x) Auf 14 cm Spannweite, b etwas schief gebrochen.

828

Ein Würfel von 15,8 cm Kante aus Granit, in 2 Prismen (a u. b) und 4 Würfel (c—f) ebenso zerlegt wie vorhin. Korn und Farbe wie bei vorigem.

Schwertberg. Bruch, 1XA Meilen von Mauthhausen in n.n.ö. Richtung im Waldaissthal.

1530¹)

1830

1510¹)

1660

110

69

86

64

quer

quer

160¹)

147x)

Normaler Bruch.

x) Auf 14 cm Spannweite.

x) Bruch nicht ganz normal.

829A

Ein Würfel von 15,8 cm Kante aus Granit, in 2 Prismen (a u. b) und 4 Würfel (c—f) ebenso zerlegt wie vorhin. Ziemlich grobkörnig, hellfarbig.

Dambruch bei Neuhaus unmittelbar an der Donau zw. Schloss Neuhaus und Partenstein.

1620

1700

1950

1570

I—‘ l I—t 0^0 05 CO

<x> o OO o

21 lx)

208x)

-I -I

x) Auf 14 cm Spannweite.

Bruch normal.

12

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Material

und

Probestück

Fund

oder

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Druck

festig

keit

at

Richtung des Druckes zum Lager

Schub

festig

keit

at

Richtung der Schubfläche zum Lager

Bieg-

ungs-

festig-

keit

at

Richtung der Bruchfläche zum Lager

Zug

festig

keit

at

iRichtg des Zuges z. Lager

Bemerkungen

829B

Ein Würfel von 15,8 cm Kante aus Granit, ebenso zerlegt wie vorhin. Korn und Farbe wie vorhin.

Dambruch bei Neuhaus unmittelbar an der Donau zw. Schloss Neuhaus und Partenstein.

130

125

108

1900

100

quer 196¹)

II

quer 233x)

*) Auf 14 cm Spannweite.

2000

1900

1630

830

Schlagerbruch bei Neuhaus unmittelbar an d.Donau zw. Schloss Neu-liaus und Partenstein.

Sämmtliche 18 Prismen aus vorstehenden 9 Würfeln Nr. 823 bis 830 wurden auf eine Länge von 8 cm bis zu einem Drucke von ca. 800 a# auf Druck-elasticität geprüft und zwar diejenigen, bei welchen hernach die Bieguugsfestigkeit J_ zum Lager bestimmt werden konnte, parallel, und diejenigen, bei welchen die Biegungsfestigkeit || zum Lager bestimmt werden konnte, J_ zum Lager. Die Diagramme dieser Messungen stimmen alle so gut mit einander überein, dass man sich begnügen konnte, in den Fignreu 7 und 8 auf Blatt I die beiden äussersten wieder zu geben. Zwischen denselben liegen alle andern. Es mussten, der grossen Endspannung halber, jene Diagramme in 2 Theile gebrochen werden, wie leicht aus jenen Figuren zu sehen. — Die sämmt-lichen Prismen wurden nach der Elasticitätsmessung abgebrochen und die Bruchstücke zu Abscheeruugs-versuchen verwendet.

Ein Würfel von 15,8 cm Kante Granit, in 2 Prismen (a u. b) und 4 Würfel (c—f) ebenso zerlegt wie vorhin. Grobkörnig, hellfarbig.

154

aus

123

111

1670

1700

1610

1620

85

quer 190¹)

II

quer 190¹)

*) Auf 14 cm Spannweite, a etwas schief gebrochen.

661

Dolerit.

Zwei Würfel von 7 cm Kante aus Dolerit.

Bruch a. d. Nordseite des Kaiserstuhls in der Pfalz.

Beide Würfel wurden auf Druckelasticität geprüft, a senkrecht und b parallel zum Lager, auf eine Länge von 3 cm bis 600 und beziehungsw. 610 at. Die Diagramme s. in den Figuren 12 und 13 auf Blatt III.

O* P

rH

CO o

C5> CO

o

-1=

II. Kalksteine und [Dolomite.

710

Vier Würfel von 6 cm Kante rotbem Marmor.

Trient.

aus

a © er* ss

870

800

1000

1130

Zwei Würfel von 8 cm Kante (a u. b) und 2 Prismen den Abmessungen 20 X 10 X 6 cm (c u. d) aus weissem Kal ksteiu.

Das Prisma c wurde auf Druckelasticität parallel zum Lager geprüft, auf eine Länge von 6 cm bis 210 at nachdem schon bei ca. 180 a# ein Krach hörbar und ein Sprung sichtbar geworden war. Bei 216at war die Wagschale der Maschine schon zurückgefallen, konnte aber wieder gehoben werden (Diagramm s. Figur 15 auf Blatt II). Am Prisma d wurden Zugelasticitäts-Messungen angestellt, für eine Länge 6 cm bis 13 «# Spannung (s. Figur 15!1 auf Blatt II).

von

von

Neuburg a/D.

510

ro

C5

420

247 *)

32

29

18²)

*) Für 20 cm Höhe und 10 X 6 cm Querschnitt; auf einer Seite gelbe, faule Stellen und viele Löcher.

²) Mit freibeweglichen, senkrecht hängenden Ein-spanuköpfeu.

Nr. im Hauptverzeichuiss des Laboratoriums

Material

und

Probestück

F u n d-oder

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Druck

festig

keit

at

Richtung des Druckes zum Lager

Schub

festig

keit

at

Richtung der Schubfläche zum Lager

Bieg-

ungs-

festig-

keit

at

Richtung der Bruchfläche zum Lager (

Zug

festig

keit

at

Richtg des Zuges z. Lager j

Bemerkungen

2573

Vier Würfel von 8 cm Kante Marktbreit.

(a—d) und ein Farallelepiped (e) von 27 X 21 cm Querschnitt und 110 cm Länge aus K a 1 k-stein (Muschelkalk).

Aus dem einen Stücke des abgebrochenen Parallel-epipeds wurde ein Prisma von 10 X 10 cm Querschnitt und 15 cm Höhe und ein Zugprobestück von gleicher Länge u. 10 X 6 cm Querschnitt im mittleren Theil und mit verstärkten Enden herausgearbeitet. Jenes wurde auf Druckelasticität parallel zum Lager auf eine Länge prüft (Bruch bei 337 öf); dieses auf Zugelasticität parallel zum Lager auf eine gleiche Länge bis 33 at (Bruch bei 35at). Die’ erhaltenen Resultate sind in den Figuren 13 und 13" auf Blatt II dargestellt.

vou

6 cm bis 293 at

ge-

JsSJsD

460

380

337⁴) II

31 jL 36 _L 56 quer 54 quer

53 *)

35s) ||

13

20:!)

49

Bruchstücke enthalten eine grosse rostgelbe Stelle und einen sehr porösen Durchgang-

Gleichmässiger als das vorige Exemplar, mit vielen kleinen gelben Flecken.

Aelinlich dem vorigen.

Desgl.

⁴) Das ganze Parallelepiped auf der Hochkante und mit 100cm Spannweite. Bruch 10 cm ausserhalb der Mitte.

²)    Bruch schief, an der Einspaunstelle in die Verstärkung hineiuragend, an einer schlechten Stelle.

³)    In einer lockeren, gelben Schicht durclischeert.

⁴)    Für die angegebene Prismengestalt.

2931

Ein Parallelepiped von 120 cm Länge und 27 X 28,5 cm Querschnitt aus dolomitischem Jurakalk.

Haselmühle bei Amberg.

51

_L

Auf 100cm Spannweite auf der Breitseite liegend J_ zu den deutlich sichtbaren Quarzschichten mitten durchgebrochen.

2932

Ein Parallelepiped von 120 cm Länge und 27 X 22 cm Querschnitt aus Franken-Dolomit.

Wolfstein bei Neumarkt i. d. Oberpfalz.

55

Auf 100 cm Spanuweite auf der Hochkante liegend mitten durchgebrochen.

682

Zwei Würfel von Sem Kante Rosenheim.

(a u. b) und 3 Prismen von den Abmessungen 20 X 10 X6cm (c—e) aus sog. Granitmarmor (Numulithen-kalk).

Das Prisma d wurde auf Druckelasticität parallel zum Lager auf eine Länge von 6 cm bis 770 at geprüft; das Prisma e auf Zugelasticität || Lager auf gleiche Länge bis 57 at Spannung (s. die Diagramme Figur 14 und 14a auf Blatt II). Die Druckelasticitätsmessung am Prisma c musste wegen mangelhafter Einspannung desselben verworfen werden.

(t> p. O o* 85

JO

Ci

SD

1230

1050¹)

1290¹)

120

121

121

quer

69²)

*) Für 20 cm Höhe und 10 X 6cm Querschnitt; bei kleinerem Resultat einseitiger Bruch.

²) Mit freibeweglichen,senkrecht hängend. Einspauu-köpfen.

III. Sandsteine.

Zwei Würfel von 10cm Kante Bayern.

(a u. b) und zwei Prismen von den Abmessungen 30 X 12 X 6 cm (c u. d) aus weissem, feinkörnigem Buntsandstein.

Die Würfel a und b wurden auf Druckelasticität geprüft, jener parallel, dieser schiel zum Lager, beide auf eine Länge von 4cm und bis zu 290at, wobei die Diagramme Fig. 1 und 2 auf Blatt II erhalten wurden. — Die Prismen c und d wurden zuerst auf Biegungsfestigkeit geprüft und dann je ein ca. 20 cm langes Bruchstück auf Zugelasticität || zum Lager auf eine Länge von 4 cm bis ca. 12 at (s. die Diagramme in Fig. 3 und 2a auf Blatt II). Die übrigen Bruchstücke wurden für Schubfestigkeit verwendet.

440

425

J®

of

CM

sch.

30 J_ 25 l quer

45¹)

_L

14²)

18

33

48¹)

15²)

⁴) Das ganze Prisma, auf der Breitseite liegend, mit 18 cm Spanmveite.

²) Mit freibeweglichen, senkrecht hängend. Einspanu-köpfeu.

14

^ |Nr. xm Hauptverzeichn iss | des Laboratoriums

Material

und

Probestück

Fund-

oder

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Druck

festig

keit

at

Richtung des Druckes zum Lager

Schub

festig

keit

at

Richtung der Schubfläche zum Lager

Bieg-

ungs-

festig-

keit

at

Richtung der Bruch-fläche zum Lager

Zug

festig

keit

at

Richtg des Zuges z. Lager

Bemerkungen

Zwei Würfel von 10 cm Kante Reistenhausena/M. (a u. b) und 2 Prismen von den Abmessungen 30 X H X6cm (c u. d) aus rotbem Buntsandstein mit gelben Flecken und deutlichen Lagerstreifen, feinkörnig.

Die Würfel a u. b wurden auf Druckelasticität geprüft, jener || , dieser J_ zum Lager, beide auf eine Länge von 4 cm und bis ca. 300 at, wobei die Diagramme Fig. 2 u. 1 auf Blatt III erhalten wurden. — Die Prismen c und d wurden zuerst abgebrochen und dann ein je 20cm langes Stück auf eine Länge von 4 cm auf Zugelasticität || zum Lager bis 12at geprüft. Die graphische Darstellung dieser Versuche s. in Fig. 2a und la auf Blatt III. Die übrigen Bruchstücke wurden zu Abscheerungsversuchen verwendet.

O CT* ja

QO O -*CO

ofcL

GO O

r—I tH Iß CD

|-=

CO i ß 03 CM CO <M <M f—I CM t-i

CM

iß

-I “I

*) Das ganze Prisma auf der Breitseite liegend, mit 18 cm Spannweite.

²) Mitfreibeweglichen, senkrecht hängend. Einspannköpfen.

cc

CM

Vier Prismen mit 10 X 10 cm Querschnitt (a—d) und 12 Würfel von 10 cm Kante aus weissem Sandstein, ziemlich fein- bis ziemlich grobkörnig.

Flonheim in Hessen. a

Pu

05l£-05 05t00505050S 05 05^ 050-31—iCOl—‘OSCMCMCOtOöl

| 43    | <3    | 43    | 43

-1 g,=—I §,=-! = =H =,=

CO

03

CM

CO

Iß

CD

qo

co

_L 32

_L 32

quer 27

quer 29

J) 18 cm Spannweite, 10 X 10 cm Querschnitt, c rostgelbe Flecken im Bruch.

booooooo-^o

cooit'-ocMcoißcor-co

²) Etwas einseitig zerdrückt.

³) poröse Stellen im Bruch.

O iß CO iß Tti T*

637

Zwei Würfel von 10 cm Kante (a u. b) und zwei Prismen von den Abmessungen 30 X 11,5X5,5 cm (c u. d) aus Buntsandstein von grünlich-bräunlicher Farbe, sehr feinkörnig.

Hall in Württemberg.

ph O O* 83

03 TH CM CO

iß Tji

4-

1-H o

<M_    (M^

cm" of

tO

05 CM 03

I—⁼—|—

x) Das ganze Prisma auf der Breitseite liegend, mit 18 cm Spannweite.

*) Mit freibeweglichen, senkrecht hängend. Einspannköpfen.

Die Würfel a und b wurden auf Druckelasticität geprüft, jener 1 , dieser || zum Lager, beide auf eine Länge von 4 cm und bis zu ca. 300a£, wobei die Diagramme Fig. 4 und 5 auf Blatt II erhalten wurden. — Die Prismen c und d wurden zuerst abgebrochen und dann je ein ca. 19 cm langes Bruchstück auf Zugelasticität |j zum Lager geprüft, auf eine Länge von 4 cm bis 18 bezw. 16 at (s. die

Die übri-

Diagramme 4a und 5a auf Blatt II). gen Bruchstücke wurden für Schubfestigkeit verwendet.

883

Prisma von den Abmessungen

30 X 10 X 10 cm aus dunkelbraunem, feinkörnigem Sandstein.

Waldhausen (Württemberg).

330 _L

255

16

15 quer

*) Das ganze Prisma auf 25 cm Spannweite.

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Material

und

Probestück

F u n d-oder

Fabrikation s-

O rt

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Druck

festig

keit

at

Richtung des Druckes zum Lager

Schub

festig

keit

at

Richtung der Schubfläche zum Lager

Bieg-

ungs-

festig-

keit

at

Richtung der Bruchfläche zum Lager

Zug

festig

keit

at

Richtg des Zuges z. Lager

Bemerkungen

641

Zwei Würfel von 10 cm Kante (a Murgthal (Baden), u.b) und 2Prismen von den Abmessungen 30 X 11 X 6 cm (c u. d) aus weissem B u n t Sandstein mit zahlreichen kleinen gelben Flecken, feinkörnig.

Die Würfel a und b wurden auf Druckelasticität geprüft, jener _j_ , dieser || zum Lager, beide auf eine Länge von 4 cm und bis zu 300 at. Die Diagramme s. in Fig. 4 u. 3 auf Blatt III. — Die Prismen j c und d wurden zuerst abgebrochen und dann ein je 18—19 cm langes Stück auf eine Länge von 4 cm bis 14 bezw. 16 at auf Zugelasticität || Lager geprüft.

| Beidesmal war die Einspannung mangelhaft. Es | wurde nur die Messung mit dem Prisma d in Fig. 5a j auf Blatt III graphisch dargestellt. Die übrigen Bruchstücke wurden zu Schub versuchen verwendet.

er ss

E— CO CO CO

of csf

688

581

_L

iH O O H CO

i—Ir-

87x)

18²)

23²)

Einzelne gelbe Flecken im Bruch.

Zahlreichere gelbe Flecken im Bruch.

x) Das ganze Prisma auf der Breitseite liegend, mit 18 cm Spannweite.

²) Mit freibeweglichen, senkrecht hängend. Einspannköpfen.

2229

Bei Karlsruhe in Baden.

638

Ein AVürfel von 10 cm Kante (a) und ein Prisma mit den Abmessungen 25 X 16 X 10 cm (b) aus gleichmässig rothem Buntsandstein, feinkörnig.

Zwei Würfel von 10 cm Kante (a u. b) und 2 Prismen von den Abmessungen 30 X 11,5 X 5,5cm (c u. d) aus graugrünem, feinkörnigem B u n t s a n d-ste i n.

Die Würfel a und b wurden auf Druckelasticität, jener J_, dieser || zum Lager, beide auf eine Länge vou 4 cm bis zu 300 at geprüft und dabei die Diagramme Fig. 8 und 7 auf Blatt III erhalten. — Die Prismen c und d wurden zuerst abgebrochen und dann je ein 20cm langes Stück auf Zugelasticität geprüft in der Richtung || zum Lager auf eine Länge von 4 cm bis ca. 15 at (s. das Diagramm 7a auf Blatt III; die Messung am Stück d missglückte wegen fehlerhafter Einstellung desselben und Versagen des Apparates). Die übrigen Bruchstücke wui’-den für Schubfestigkeit verwendet.

Alsenzthal in der Rheinpfalz (obere Lage).

er P

JsS J\S JnO

►p 'bs'oc

O CO C5

<m"

1000 _L 1070 J_

940

I-

81

65 quer

59

58

32 J_ 34 quer

71¹) _L

17*)

19

41

81x) I

242)

x) Das ganze Prisma auf 25 cm Spannweite.

\) Das ganze Prisma auf der Breitseite liegend, mit 18 cm Spannweite.

²) Mit freibeweglichen, senkrecht hängend. Einspannköpfen.

639

Zwei AVürfel von 10 cm Kante (a u. b) und zwei Prismen von d. Abmessungen 30 X 11,5 X 5,5 cm (c u. d) aus gelblichem , feinkörnigem Buntsandstein.

Die Würfel a und b wurden auf Druckelasticität geprüft, jener _l_, dieser schief zum Lager, beide auf eine Länge von 4 cm bis ca. 300 at und dabei die Diagramme Fig. 5 und 6 auf Blatt III erhalten. Die Prismen c und d wurden zuerst auf Biegungsfestigkeit und dann ein je 18—20 cm langes Stück derselben auf eine Länge vou 4 cm auf Zugelasticität parallel zum Lager bis ca. 15 at geprüft. Aber die ATer-suche missglückten wegen mangelhafter Einspannung und dadurch veranlasstem ungleichem Zug beiderseits. Sie wurden desshalb nicht aufgezeichnet. Die übrigen Bruchstücke wurden für Schubfestigkeit verwendet.

Drei Prismen vom Format 30 X 10 X 10 cm aus B u n i Sandstein, röthlich mit bräunlichen, kleinen Flecken, ziemlich grobkörnig.

Sämmtliche 3 Prismen wurden zuerst auf eine Länge vou 15 cm auf Druckelasticität geprüft, a senkrecht zum Lager bis 158 at, b parallel zum Lager bis 159 at und c senkrecht zum Lager bis 155 at. Die erhaltenen Resultate sind in den Diagrammen 14—16 auf Blatt I dargestellt. Die Prismen wurden dann auf Biegungsfestigkeit geprüft und die erhaltenen Bruchstücke auf Druck- und Schubfestigkeit.

Alsenzthal in der Rheinpfalz (untere Lage).

Bruch Jungenwald bei Hochstätten im Alsenzthal in der Pfalz.

es je* p

tsü IsS

FoLd

CT. Ci CO CJA

420

480

te

_L

sch.

HO CO GO Iß TjH CM iß

1- I-

26²)

28²)

*) Das ganze Prisma auf der Breitseite liegend, mit 18 cm Spannweite.

²) Mit freibeweglichen, senkrecht hängend. Einspannknöpfen.

iß iß CO © GO CO CO rJH (N

x) Die ganzen Prismen auf 25 cm Spannweite.

²) Gröbere Schichte.

16

Nr. im Hauptverzeicliniss des La ho lato liu ms

Material

und

Probestück

Fund-

oder

Fabrikation s-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Druck

festig

keit

at

Richtung des Druckes zum Lager

festig-

keit

at

Richtung der Schubfläche zum Lager

Bieg-

ungs-

festig-

keit

So

Richtung der Bruchfläche zum Lager

Zug

festig

keit

at

Richtg des Zuges z. Lager

Bemerkungen

1523

Drei Prismen vom Format 30 X Brucli Fallbrückenwald bei Hochstätten im Alsenzthal in der Pfalz.

10 X 10 cm aus B u n t Sandstein, ähnlich dem vorigen, mit grösseren runden Kieseln eingesprengt.

510

430

410

Sämmtliche drei Prismen wurden zuerst auf Druck-elasticität und zwar auf eine Länge von 15 cm geprüft: das a parallel zum Lager bis 160a£, das b ebenfalls parallel zum Lager bis 152 at und das c schief zum Lager bis 150at. Die Resultate sind in den Diagrammen Fig. 9—11 auf Blatt I dargestellt.

540

H-=|-==

28

28

41

55

25

20

_L

quer

CO Ci T-t ffl O ifl

-I

x) Die ganzen Prismen auf 25 cm Spannweite.

642

Zwei Würfel von 10cm Kante (a n. b) und 2 Prismen mit den Abmessungen 30 X H X 6 cm (c u. d) aus gelbem Buntsandstein mit deutlichen Lagerstreifen, ziemlich feinkörnig.

Dürckheim in der Rheinpfalz.

rH

tH^

446

346

=1-

31

20

15

27

4-

quer

_L

h I-

12²)

12a)

x)Das ganze Prisma auf der Breitseite liegend, mit 18 cm Spannweite.

²) Mitfreibeweglichen,senkrecht hängend. Einspannköpfen.

Die Würfel a und b wurden auf Druckelasticität geprüft und zwar a _j_ und b || zum Lager auf eine Länge von 4cm bis ca. 300 und bzw. 270at. Die Diagramme sind in den Figuren 6 und 7 auf Blatt II wiedergegeben; nach Ueberschreitung letzterer Belastung beim Würfel b um noch nicht 20 at gehen die Spiegel des Apparates plötzlich zurück und wird ein grosser Riss im Stein sichtbar, eine Seitenplatte beginnt sich abzulösen. Der Bruch erfolgt dann bei 346 at. Die Druck-Curve verläuft also bis nahe an den Bruch Die Prismen c und d wurden

fast geradlinig, zuerst abgebrochen und dann je ein ca. 20 cm langes Stück derselben auf Zugelasticität parallel zum Lager auf eine Länge von 4 cm bis zu 10—Hat geprüft. Die Diagramme sind in den Figuren 6a und 7a auf Blatt II gegeben. Die übrigen Bruchstücke wurden zu Schub versuchen verwendet.

684 Drei Prismen von den Abmessungen 20 X 15 X 10 cm aus Buntsandstein; jedes der Länge nach in 2 ungleiche Tlieile (a u. ai, b u. bi, c u. ci) von 9 und 4 cm Dicke gespal ten. Farbe gelb, feinkörnig.

Die Prismen a u. b wurden auf Druck-, die ai u. bi auf Zugelasticität parallel zum Lager geprüft, auf eine : Länge von 9 cm, letztere bis 14 und bezw. 12 at, dann vollends abgerissen. Das Prisma a wurde unter i Messung seiner Elasticität bis nahe zum Bruch, bis 220 at, belastet, worauf der Bruch bei 230 at erfolgte; das Diagramm (Fig 8 auf Blatt II) ist am Ende merklich aufwärts gebogen. Das Prisma b wurde nur bis 180 at belastet (s. Fig. 9 auf Blatt II) und dann abgebrochen und die Stücke zu Würfeln verarbeitet. Die Zugdiagramme sind in Fig. 8a und 9a des Blattes II dargestellt. Die Prismen c und ci i wurden zuerst abgebrochen und die Bruchstücke zur j Bestimmung der Druckfestigkeit in Würfelform und für Schubfestigkeit benützt.

Drei Prismen vom Format 30 X 10 X 10cm aus rothem Buntsandstein, feinkörnig.

1524

Königsbacher Steinbruch bei Dürckheim.

Brüche bei Kaiserslautern.

1525 Drei Prismen vom Format 30 X 10 X 10cm aus rothem Buntsandstein, ganz ähnlich dem vorigen.

j Das Prisma c wurde zuerst auf Druckelasticität _j_ ; zum Lager geprüft, auf eine Länge von 15 cm bis 186 at (Diagramm in Fig. 12 auf Blatt I).

Weidenthal bei Kaiserslautern.

er

c>

230⁴)

570³)

340³)

420³)

400³)

440

350

240²)

220

260

220

CO T-l ©>

rS CD

CO (M

03 4^-© to

CD CO lO CD (N CO 04 rH rH rH

'o<

—i

bVo'

>—I co CO CO CO DOOWO

17²)

quer

quer

_L

==*§    ö    I—I—    ==    £    £    I—I—-

ct>    cd    i I    cd    a>    I I

-5    *“!    *-s    *-<

-i

io iO o

CO rH

cd cd GO CO CO

_L

quer

_L

quer

x) Die ganzen Prismen, er auf der Breitseite liegend, bei 18 cm Spannweite.

²)    Mit frei beweglichen, senkrecht hängend. Einspannköpfen.

³)    Würfel von ca. 9 cm Kante aus den Prismen.

⁴)    Prisma von 19 cm Höhe, 9X9 cm Querschnitt.

x) Die ganzen Prismen auf 25 cm Spannweite.

²) Von dunklerer Farbe und leichter zerreibbar.

x) Die ganzen Prismen auf 25 cm Spannweite.

des Laboratoriums

Material

und

Probestück

F u n d-oder

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht.

Druck

festig

keit

at

Richtung des Druckes zum Lager

Schub

festig

keit

at

Richtung der Schubfläche zum Lager

Bieg-

ungs-

festig-

keit

at

Richtung der Bruchfläche zum Lager

Zug-festig- « keit I

at

Bemerkungen

60

.P

2839 ; Zwei Parallelepipede von 120cm Länge und 27 X 22 cm Querschnitt aus rothem Buntsandstein.

Weidenthal bei Kaiserslautern.

er p

ro co co o<

_L

*) Auf 100 cm Spannweite auf der Hochkante liegend; Bruch bei a 5 cm ausserhalb der Mitte, bei b 7 cm ausserhalb der Mitte auf der Druckseite und schief verlaufend bis in die Mitte auf der Zugseite.

1526

Frankenstein bei Kaiserslautern.

Drei Prismen vom Format 30 X 10 X 10cm aus rothem Buntsandstein mit gelben Flecken, ziemlich grobkörnig.

Das Prisma c

Lager geprüft auf eine Länge von 15 cm bis 250 at (s. Diagramm Fig. 13 auf Blatt I).

wurde zuerst auf Druckelasticität _!_

CT¹ P

cs

zum

460

CM CM CO

o< cc

o o

cm co <m~<m" eo co

(M CM CM CM CM H

— % % H-

h h

') Die ganzen Prismen auf 25 cm Spannweite.

quer

2841

Zwei Parallelepipede von 120 cm Länge und 27 X 22 cm Querschnitt aus Buntsandstein.

Landstuhl (Rheinpfalz).

er p

y—I »O ■«# CO

_L

Auf 100 cm Spannweite, auf der Hochkante liegend, mitten durchgebrochen, bei a und b.

2840

Klingenmünster

Zwei ebensolche Parallelepipede

gleichen Dimensionen aus j (Rheinpfalz).

co eo

co co

von

Buntsandstein.

“ot

Desgl. — Mitten durchgebrochen, bei a und b.

674

Mittebronn b. Pfalz-bnrg (Lothringen).

Zwei Würfel von 10 cm Kante (a u. b) und zwei Prismen mit den Abmessungen 30 X 10 X 6 cm (c u. d) aus grauem, feinkörnigem Buntsandstein.

Die beiden Prismen c u. d wurden zuerst abgebrochen und dann ein je 18—19 cm langes Stück derselben auf Druckelasticität parallel zum Lager auf eine Länge von 8 cm bis 215 at geprüft. (Die Diagramme in Fig. 18 u. 19 auf Blatt III.) Dieselben Stücke wurden darnach noch auf Zugelasti-cität untersucht, ebenfalls auf 8cm Länge bis 8 at (s. Fig. 18“ u. 19“ auf Blatt III). Die übrigen Bruchstücke wurden für Schubversuche verwendet.

a er p

438

423

-1 =

36

31 quer

co

lO

CT'

21

38 J_ 30 quer

co

-I -i

00

I-

IS

S-' ST'iT'

H    CT5 ▼—<

rH (M    HW

*) Die ganzen Prismen, auf der Breitseite liegend, mit 20 cm Spannweite.

²) Mit freibeweglichen, senkrecht hängend. Einspann-köpfen.

675

Zwei Würfel von 10 cm Kante (a u. b) und 2 Prismen mit den Abmessungen 30 X 16 X6cm (c u. d) aus rothem, ziemlich grobkörnigem Sandstein (Vogesen-S.).

Zabern (Eisass).

O CT* p

lO O

t— lO

20 ±

27 quer

Bunt-

13

35

iO

::

Die beiden Prismen c u. d wurden zuerst abgebrochen und dann ein je 18—19cm langes Stück derselben auf Druckelasticität parallel zum Lager geprüft auf

eine Länge von 8 cm bis 210 at (s. Fig. 14 u. Io auf Blatt III). Dieselben Stücke wurden darnach noch auf Zugelasticität untersucht auf gleichfalls 8 cm Länge bis 8 und bezw. 4 at (s. Fig. 14¹ u. Io Die übrigen Bruchstücke wurden für Schubversuche verwendet.

auf Blatt III).

29 quer

22 -||

-I -I

CJt

fO

«N

rH (M tH rH

*) Die ganzen Prismen, auf der Breitseite liegend, mit 20 cm Spannweite.

²) Mit freibeweglichen, senkrecht hängend. Einspannköpfen.

2225

Ein Würfel von 10 cm Kante (a) und ein Prisma (b) von den Abmessungen 25 X 10 X 10 cm aus weissem, sehr grobkörnigem Keuper Sandstein.

bei Ulm.

er p

2,27

495

490¹)

l-l-

*) Für die angegebene Prismenform.

Das Prisma b wurde auf Druckelasticität senkrecht auf eine Länge von 10 cm bis

Lager geprüft zu 408 at (Diagramm s. in Fig. 9 auf Blatt III).

zum

f

ZNBUOimX;

18

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums.

Material

und

Probestück

Fund-

oder

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Druck

festig

keit

at

Richtung des Druckes zum Lager

Schub

festig

keit

at

Richtung der Schubfläche zum Lager

Bieg-

ungs-

festig-

keit

at

Richtung der Bruchfläche zum Lager

££

C5

Zug- U festig- N keit s

at

s:

73

■2

Bemerkungen

2226

2227

2352

Ein Würfel von 10 cm Kante (a) und ein Prisma (b) von den Abmessungen 25 X 10 X 10c»» aus weissem, sehr grobkörnigem Keuper Sandstein.

Das Prisma b wurde auf Druckelasticität senkrecht zum Lager geprüft auf eine Länge von 10c»» bis 401 at (Diagramm s. Fig. 11 auf Blatt III).

Ein Würfel von 10 cm Kante (a) und ein Prisma (b) von den Abmessungen 25 X 10 X 10 c»»» aus weissem, ziemlich feinkörnigem Keupersandstein.

Das Prisma b wurde auf Druckelasticität senkrecht zum Lager geprüft auf eine Länge von 10 c»» bis 404 at (Diagramm s. in Fig. 10 auf Blatt III).

Drei Würfel von 13—14 cm Kante (a—c) und ein Prisma mit den Abmessungen 12,5 X 8,5 X 8,8 c»» (d) aus einem unregelmässigen Stücke von Keupersandstein herausgearbeitet; von graugelblicher Farbe, grobkörnig.

Das Prisma wurde auf Druckelasticität senkrecht Lager geprüft auf eine Länge von 5 c»» bis 80 af, also bis nahe zum Bruch, und dabei das in Fig. 12 auf Blatt II dargestellte Diagramm erhalten.

bei Ulm.

bei Ulm.

Farnbach bei Nürnberg.

a er P

525

460¹)

CO © CD DJ

iC

116

122

120

88¹)

hi

x) Für die angegebene Prismenform.

-hl

x) Für die angegebene Prismenform.

*) Für die angegebene Prismenform.

zum

681

Zwei Würfel von 8 c»» Kante (a u. b) und 3 Prismen von den Abmessungen 20 X 10 X 6c»» (c—e) aus Keupersandstein, weiss, feinkörnig.

Ebelsbach bei Bamberg.

419

2,23 362

255¹)

300¹)

Die Prismen c u. d wurden auf Druckelasticität

parallel zum Lager geprüft auf eine Länge von 6 cm und zwar c bis 280at, worauf nach nochmaligem Einspannen sein Bruch schon bei 255 at erfolgte. Das Prisma d wurde bei der Elasticitätsmessung bis 300 at belastet, wobei dann auch der Bruch erfolgte. Die Diagramme in Fig. 16 u. 17 auf Blatt III zeigen am Schlüsse ein merkliches

i CO tT (M CM

-fi-

05

tc

*) Für 20 cm Höhe und 10 X 6c»»» Querschnitt.

²) Mit frei bewegl., senkrecht aufgehängten Einspannköpfen.

Auf biegen. — Die am , Prisma e vorgenommene Zugelasticitätsmessung ist ! in Fig. 17“ (auf Blatt III) graphisch dargestellt. Sie erstreckte sich auf eine Länge von 6 c»» bis zu ca. 10 at Spannung

958 Zwei Würfel von 12 c»» Kante aus weissem , grobkörnigem Sandstein mit gelben Durchgängen.

Neuricht bei Arnberg.

er P

180¹)

_L

-I

x) Ursprünglich ein Riss in der Lagerrichtung; Probestück sehr nass.

959

Zwei Würfel von 12 c»» Kante aus gelbem, sehr feinkörnigem Sandstein.

Mariahilfberg bei Amberg.

er p

200

co CD gn ia

966

Ein Würfel von 10c»» Kante aus Sandstein.

Von einer schadhaften Stelle des Pfarrthurmes in Amberg (1877).

200

2712

Zwei Parallelepipede von 110 c»» Länge uud 25 X 20 , bezw. 22,5 X 20 cm Querschnitt gelbem Sandstein.

aus

Knöllingb. Schwar-zenfeld (Nabburg).

er

Ein Würfel von 11 cm Kante (a) und ein Prisma von den Abmessungen 40 X 11 X 11c»» (b) aus Coburger Bausandstein, gelb, grobkörnig.

Frankenberg im Fichtelgebirge.

er p

159

124²)

CO~'aT''

eo

co

I-

(T'(T' CG CO

l—H H

_L

quer

Auf 100c»» Spannweite, auf der Hochkante liegend, mitten durchgebrochen.

Ebenso; Farbe tiefer gelb, als beim vorigen.

x) 20 c»»» Spannweite. ' Der Stein ist sehr nass.

²)    Noch etwas nass.

³)    Sehr nass.

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Material

und

Probestück

Fund-

öder

Fabrikations-

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Druck

festig

keit

at

Richtung des Druckes

zum Lager

Schub

festig

keit

at

Richtung der Schub-

fläche zum Lager

Bieg-

ungs-

festig-

keit

at

Richtung der Bruchfläche zum Lager

Zug

festig

keit

at

Richtg des Zuges z. Lager

Bemerkungen

702

Bruch A am Katzen-biihel bei Kirchenlaibach im Ficb- j telgebirge.

Ein Würfel von 11 cm Kante (a) und ein Prisma von den Abmessungen

(b) aus Semionoteu -Sandstein (Coburger Bausandstein), gelblich mit dunklen Durchgängen sehr grobkörnig.

Vom Prisma wurde zuerst ein Würfel abgetrennt und das übrige, noch 26,5cm lange Stück auf Druck-elasticität parallel zum Lager auf eine Länge von 10cm bis ca. 94at geprüft, wobei das Diagramm Fig. 10 auf Blatt II erhalten wurde. Dann wurde das Prisma abgebrochen und die Bruchstücke zu Abscheeruugsversuchen verwendet.

40 X 11 X 11 cm

706 Ein Würfel von 11cm Kante (a) | Bruch Aam Katzenbühel bei Kirchenlaibach im Fichtelgebirge wie 702.

und 1 Prisma von den Abmess

ungen 40 X 11 X 11 cm (b) aus Coburger Bausandstein, ähnlich dem vorigen.

Nördlicher Voreinschnitt am Katzen-bühelbei Kirchenlaibach im Fichtelgebirge.

0} r=>

03 JO

1,90 186 138²)

154

132²)

_L

cd'oi so

00 CO

"ü<

J_

quer

M In2

^ o

quer

0 20 cm Spannweite.

²) Würfel von 11cm Kante aus dem Prisma

J_ 16,8¹) II 16,40

quer

0 20 cm Spannweite.

²) Würfel von 11cm Kante aus dem Prisma.

703 Ein Würfel von 11cm Kante (a) und 1 Prisma mit den Abmessungen 40 X 11 X Hem (b) ans hellbraunem Semio-noten-Sandsteiu (Coburger Bausaudstein), ähn). dem vorigen.

Vom Prisma wurde zuerst ein Würfel abgetrennt und das übrige, noch 23 cm lange Stück auf Druck-elasticität |j zum Lager auf eine Länge von 10cm bis 66 at, wo schon ein sehr bedeutendes Nachgeben stattfand, geprüft, wobei das Diagramm Fig. 11 auf Blatt II erhalten wurde. Hierauf wurde das Prisma abgebrochen und die Bruchstücke zu Abscheerungs versuchen verwendet.

cö ja

1,85

128

81:0

co co rjT

_L

quer

iT'Z' CO <M

' r-<

quer

¹)    20 cm Spannweite.

²)    Würfel von 11cm Kante aus dem Prisma.

707

Fün Würfel von 11 cm Kante (a) und 1 Prisma von den Abmessungen 40 X 11 X 11 cm (b) aus Coburger Bausandstein; etwas dunkler als die vorigen und ähnl. Korn.

Nördlicher Voreinschnitt am Katzen-biihel bei Kirchenlaibach imFichtel-gebirge wie 703.

107

143²)

sch.

a io

l—

Iß'co'

H rH

sch.

sch.

0 20 cm Spannweite.

²) Würfel von 11cm Kante aus dem Prisma.

708 Ein Würfel von 11 cm Kante (a) und 1 Prisma von den Abmessungen 40 X 11 X 11 cm (b) aus Coburger Bau Sandstein; ähnl. dem vorigen.

Südl. Voreinschnitt am Katzenbühel bei Kirchenlaibach im Fichtelgebirge.

cs O

117

99²)

sch.

JLO CO

'bs'oo

v 'S. 'S

sch.

sch.

) 20 cm Spannweite.

) Würfel von 11cm Kante aus dem Prisma.

839

Drei Prismen mit den Abmess- Brunngraben im a ungeu 30 X 10 X 10 cm, au.b mit der Längsaxe || , c mit der Längsaxe J

Fichtelgebirge (ob. Schicht).

200

190

209

zum Lager, aus Keuper-Sandstein i von gelblicher Farbe, ziemlich grobkörnig

270

180

240

l-l-l-l-

quer

05    OC    «^1

M    M    M

W '---

quer

x) Auf 28 cm Spannweite.

Für die Druckversuche Würfel von 10 cm Kante aus den bei den Bieg-ungsversucheu erhaltenen Bruchstücken angefertigt.

840

Drei Prismen mit den Abmessungen 30 X 10 X 10 cm, die Läugsaxe bei a u. b |J , bei

c_zum Lager, aus Keuper-

Sandstein, von gelblicher Farbe, feinkörnig.

Brunngraben im a Fichtelgebirge (untere Schicht).

205

217

220

204

1630

l-l-l-

quer

oo co ^

MM    M

V-'----    V«/

_L

quer

896 Prisma mit den Abmessungen 30 X 10 X 10 cm aus gelbem, ziemlich grobkörnigem, locker gefügtem Sandstein.

Grossschönbrunn b. Vilseck (Oberpf.)

64²)

73

'bVto'ci

quer

10,60

¹)    Auf 28 cm Spannweite.

²)    Ursprünglich ein kleiner Sprung.

Für die Druckversuche Würfel von 10 cm Kaute aus den bei den Biegungsversuchen erhaltenen Bruchstücken angefertigt.

0 Das ganze Prisma, auf 25 cm Spannweite.

²) Bruch etwas einseitig, Bruchstücke sehr sandig und locker.

Cö

20

Nr. imHauptverzeichniss des Laboratoriums

Material

und

Probestück

Fund-

oder

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Druck

festig

keit

at

Riclitung des Druckes zum Lager

Schub

festig

keit

at

Richtung der Schub-

fläche zum Lager

Bieg-

ungs-

festig-

keit

at

Richtung der Bruchfläche zum Lager

Zug

festig

keit

at

Riclitg des Zuges z. Lager

Bemerkungen

841 Drei Prismen mit den Abmessungen 30 X 10 X 10 cm, die Längsaxe bei a u. b || , bei c _L zum Lager, aus Keuper-Sandstein, gelblich mit dunkelgelben feinen Punkten, feinkörnig.

Ein Würfel von 9,5 cm Kante (a) und Stücke von 8,8 X 8,3 cm und 4,8 X 8,3 cm Querschnitt (b u c) aus gelbem, grobkörnigem Keuper-Sandstein.

Zwei Prismen von 10 X 10 cm Querschnitt aus gelbem Sandstein mit dunkelgelben, sehr-verworfenen Streifen, feinkörnig.

Alten-Künsberg b. a Creussen.

Trebgast bei Bayreuth.

1602

Welscbhufe (Sach- a sen).

1603 Zwei Pr ismen von 10 X 10 cm Elbbrüche bei Pos- a Querschnitt aus Sandstein, telwitz(Sachsen.) ähnlich dem vorigen au Farbe und Korn.

1701

u.

1702

Fünf Prismen von den Abmessungen 30 X 10 X 10 cm aus Sandstein, a—c im gewöhnlich trockenen, d u. e im bruchfeuchten Zustande; ähnl. dem vorigen an Farbe u. Korn.

Sachsen.

205²)

216

252

320

265

330

360

370

IO    1O

Ci T"“⁽ Ci Ci (MCOG^IH

a 2,03 542 2,04 489 b 2,07 536 2,03 531 c 2,05 593 2,04 553 d 2,18 465 2,24 431 e 2,20 455

2,28

410

CO t-0-1 ca t-h

47¹)

_L

-I

CO lO

ca ca

t-' L—~ lO tH —I CO

==|-|-

r- co io 05 ca co ca t-(

quer

quer

_L

sch.

_L

_L

_L

48¹)

quer

27,50

0 Auf 28 cm Spannweite.

²) Bruch etwas einseitig.

Für die Druckversuche Würfel von 10 cm Kante aus den bei den Biegungsversuchen erhaltenen Bruchstücken angefertigt.

43 0

410

30 0

24 0

sch.

0 Die ganzen Prismen auf 25 cm Spannweite.

Für die Druckversuche Würfel von 10 cm Kante aus den bei den Biegungsversuchen erhaltenen Bruchstücken angefertigt.

x) Die ganzen Prismen auf 35 cm Spannweite.

Die Würfel für die Druckversuche wie vorhin angefertigt.

1703

u.

1704 |

Fünf Prismen von den Abmessungen 30 X 10 X 10 cm, a—c im gewölinl. trockenen, d u. e im bruchfeuchten Zustande, aus weissem, feinkörnigem Sandstein.

Sachsen.

a 2,03

2,00

b 2,00 475 2,05

c j 2,09 495 j 2,09 367 d 2,19 355 2,23 371 e 2,18 483 2,21 348

460²)

367

886

Ein Würfel von 10 cm Kante (d) und drei Prismen (a—c) von den Abmessungen 30 X 10 X 10 cm aus feinkörnigem I Molassen-Sa nds te i n, a bläu- i lieh grau, b gelblich mit grauem Durchgang, c gelblich. Das Lager bei allen, ausser bei b, schwer zu erkennen.

Oberkammerlohe b. a Schaftlach.

780

1040

960

1120

780

—1=—l=—I—■—1=—1= —I—H—~ I——I—■—I— -I —~l —I

^    Ql CO o: cc    totoooosccoo^oo^oo

(XLv^OOGO^^O ^ CO Ü« C. to M M to ^ Ü« ^ C. O CC (X 05 H CD.O) CO

_L

48¹)

quer

quer

quer

quer

quer

_L

quer

quer

53 0

46¹)

74¹)

68 0

47 0

49 0

55¹)

45 0

58¹)

64 0

76¹)

106¹)

II

sch. 148¹) sch.

quer

_L

quer

quer

_L

scli.

0 Die ganzen Prismen auf 25 cm Spannweite.

Die Würfel für die Druckversuche wie vorhin angefertigt.

0 Die ganzen Prismen auf 25 cm Spannweite.

²) Etwas einseitig zerdrückt.

Die Prismen d u. e zeigen nach dem Abbrechen kleine Fehlerstellen in den Bruchflächen.

Die Würfel für die Druckversuche wie vorhin angefertigt.

0 Die ganzen Prismen auf 18 cm Spannweite; aus den Bruchstücken Würfel von 10 cm Kante für die Druckversuche.

Von etwas gröberem Korn als die Prismen.

V. Gebrannte künstliche Steine.

Füuf Mauerziegel, sog. Russensteine (Feldbrand), vom

Format 25 X 12 X 6 cm.

Dörr in Preungesheim (1874) (Frankfurt a/M..)

28 ! 33

4-

oc

47 .

>50

0 Die ganzen Steine zerdrückt, zwischen Mörtelbänder aus Cement.

c locker, nicht gut durchgebrannt.

²) Die ganzen Steine

auf

der B reitseite liegend, mit 14 cm Spannweite, e au einer schlechten

Stelle gebrochen.

Nr. im Hauptverzeichniss! des Laboratoriums

Material

und

Probestück

F u n d-oder

Fabrikations-

O rt

Exemplar

Spezifisches Gew’icht

Druck

festig

keit

at

Richtung des Druckes zum Lager

Schub

festig

keit

at

Richtung der Schubfläche zum Lager

Bieg-

ungs-

festig-

keit

at

Richtung der Bruchfläche zum Lager

Zug

festig

keit

at

Richtg des Zuges z. Lager

Bemerkungen

671

Fünf Mauerziegel, sogen. Russensteiue (Feldbrand), vom Format 24 X 12 X 6 cm.

Dirlam bei Gries- | heim (1874) (Frank-! furt a/M.).

138¹)

107⁴)

135¹)

24

25

37²)

43²)

⁴) Die ganzen Steine zerdrückt zwischen Mörtelbändern aus Cement.

²) Die ganzen Steine, auf der Breitseite liegend, mit 14 cm Spannweite.

672

Fünf Mauerziegel, sogen. Russensteiue (Feldbrand), vom Format 24,5 X 12 X 6 cm.

Baubank b. Praunheim (1874) (Frankfurt a/M.).

52²)

52²)

⁴) Die ganzen Steine drückt zwischen Mörtelbändern aus Cement.

²) Die ganzen Steine, auf der Breitseite liegend, mit 14 cm Spannweite.

zer-

673

Fünf Mauerziegel, sogen. Russensteine (Feldbrand), vom

Format 25 X 12 X 6 cm.

Gehr. Günther bei Niedercusel (1874).

233¹)

200¹)

256¹)

22³)

80²)

22³)

4ß⁴)

53²)

32⁴)

⁴) Die ganzen Steine zerdrückt zwischen Mörtelbändern ans Cement. Expl. b von etwas dunklerer gelber Farbe als a u. b.

²)    Die ganzen Steine, auf der Breitseite liegend, mit 14 cm Spannweite.

³)    Die Abscheerfläche _l_,

⁴)    || Zur Längsrichtung der Steine.

875

Trottoirstein mit den Abmessungen 10,5 X 10,5 X 5,5 cm; Klinker.

G. Siegler in Würzburg (1876).

790²)

42

176¹)

⁴) Stück von 7,0 cm Breite,

4.8    cm Höhe, auf 9 cm Spannweite.

²) Stück von 5,5 cm Höhe,

8.8    X 8,0 cm Querschnitt mit abgehobelten Druckflächen direkt an der Druckplatte.

2228 j Ein Mauerstück von quadratischem Querschnitt mit 16 cm Seite, 30cm hoch, aus 3, mit gewöhnlichen Luftkalkmörtelbändern von 2,5 cm Stärke verbundenen Ziegelsteinschichteu von 6,7 cm Dicke und zwei zur Abgleichung an den Stirnflächen angebrachten Cement-mörtelbändern von 2,5 cm Starke bestehend. Dasselbe

Altes Mauerwerk des Ulmer Münsters.

64,5

85

Das eine, anfangs schon et-fehlerhafte Mörtel-

was

band wurde zunächst mit dem anliegenden Stein zerdrückt. Das andere hat

weniger gelitten.

Bruch im Mörtel und Stein zugleich.

war beim Transport in einer der Luftmörtelschichten gebrochen, wurde aber sorgfältig wieder zusammengefügt und durch 4 kleine Sch’.audern zu-So wurde I

sammeugehalten. es daun im Laboratorium der

Länge nach in zwei ungefähr gleich grosse Stücke a u. b

zerlegt.

Diese beiden Stücke würden zuerst auf Druekelasti-cität senkrecht zu den Mörtelfugeu geprüft

bis 31, b bis 33 at, nachdem sie bereits 3 Tage vorher mit der gleichen Last gedrückt worden Die Messung erstreckte sich dabei bei dem Stücke a über 10 cm, die von der Mitte des mittleren bis Mitte des anliegenden Steines über das gesund gebliebene Mörtelbaud reichten, bei dem Stücke b über 20cm, die sich von der Mitte des ersten bis Mitte des dritten über beide Mörtelbäuder er-

zwar a

und

waren.

zur

streckten. Die Resultate der Messungen sind in den Figuren 17 u. 18 auf Blatt I dargestellt, Abscissen und Ordinaten in 4 mal so grossem Maassstab als die anderen Figuren; der Maassstab für den Elasticitäts-modul ist der gleiche, w’ie bei diesen.

22

des Laboratoriums

Material

und

Probestück

Fun d-oder

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Druck

festig

keit

at

Richtuug des Druckes zum Lager

Schub

festig

keit

at

Richtung der Schub-

fläche zum Lager

Bieg-

ungs-

festig-

keit

nt

Richtung der Bruchfläche zum Lager

Zug

festig

keit

at

Richtg des Zuges z. Lager

Bemerkungen

VI. Ungebrannte künstliche Steine.

717

Zehn Würfel von 4cm Kante aus reinem Gement.

Blaubeuren.

tl'crq M, <6 O (5 er Jo

ro

OT

© © © © © o

l— 1— lO l— l — I —

747

Sechs Bausteine aus Cement und S a n d (1 : 6), vom Format

24 X 12 X 6 cm.

Zürich (1875).

ißiOCO CM CM CM

M» Ct> Qj

iOOiO co cf ocT

Jn «    «

© ^ oi

CM CM CM

Die ganzen Steine zwischen Mörtelbändern aus hydr. Kalk und feinem Sand, welche gut bleiben, zerdrückt.

x) Die ganzen Steine, auf der Breitseite mit 20cm Spannweite liegend.

814

Sechs Bausteine aus Cement und Sand vom Format 28 X 14X6 cm.

München

<X> CO CO CO C5 C5 CD

cdco'

930

Zwei Trottoirplatten aus Cement.

Schliersee.

73²)

67²)

96²)

ooo^ cf cd' cf

14,7¹)

23,4*)

75²)

104²)

Die ganzen Steine zwischen Mörtelbändern aus Ce-ment auf ihren Breitseiten zerdrückt.

x) Die ganzen Steine, auf der Breitseite mit 20 cm Spannweite liegend. .

x) Stücke von 14,5 cm Breite 4,2cm Höhe, auf 25cm Spannweite.

²) An Würfeln von ca. 4 cm Kante.

1916

Zwei Prismen vom Querschnitt 15,6 X 13,7 cm aus einer Treppenstufe von Beton.

Görlitz.

280²)

85

294²)

43¹)

x) Die ganzen Prismen auf der Hochkante bei 30 cm Spannweite.

²) Bruchstücke im Innern ziemlich feucht.

Tabelle II.

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

I. Versteiiierungs-lose Felsarten.

Fabrikations-

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 ümdr. d. Gusseisen-Seheibe

auf dem Radius von

Druck -

¹ festigred, auf keit 49 cm

Radius *9 Mittel¹

pro

cm

aus

3 Mess. icm

gr

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

1503

1504

1505

1546

1669

3225

Basalte.

Zwei Würfel von 5 cm Kante aus Basalt.

Zwei Würfel von 5 cm Kante aus Basalt.

Zwei Würfel von 5 cm Kante aus Basa lt.

Zwei Würfel von 5,5 cm Kante aus Basalt.

Ein Würfel von 5 cm Kante aus Basalt.

Ein Würfel von 5 cm Kante aus Basalt.

Gemünden in Unterfranken.

Mitterteich bei Waldsassen.

Trieben dorf bei Redwitz.

Bayreuth.

Mitterteich.

Ci JO Ci

er

2290

26G0

Auf einer Seite ursprünglich ein Stück ausgesprungen (Expl. a).

2740

2850

2980

3100

Urspr. Vertiefgn. in 2 Seitenflächen. Mit einem Durchgang.

2420

3170

2150

Einseitig zerdrückt.

3227

3226

3228

3322

Zwei Würfel von 5 cm Kante aus Basalt.

Ein Würfel von 4,5 cm Kante aus Bas al t.

Ein Würfel von 4,5 cm Kante aus Basal t.

Sechs Würfel von 5,5 cm Kante aus Basalt.

An der Leitenau, Markung Unterweissenbrunn bei Schweinfurt.

An der Brend bei Neustadt a/S.

An der Leitenau bei Bischofsheini.

Y. oberen Ehrenberg, westl. Hang, Forstamts Roden.

Rossberg bei Ober-Ramstadt.

3,00

r.

2720

er p

co"co" CO

3,08*

2526

2533

2551

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus i Ortenberg in Oberhessen. Basalt.

Zwei Würfel vou 5 cm Kante aus Platten bas alt.

Drei Würfel von 5 cm Kante aus Basalt.

Düdelsheim in Oberhessen.

ct —

2565

Drei Würfel von 5 cm Kante aus Basalt.

Altenstadt in Hessen.

2813

Sechs Würfel von 6cm Kante Lauterbach (Hessen), aus Basalt.

3000

Sechs Würfel von 6 cm Kante Offenbach, aus Basalt.

W 05 05 OC CO 05 ts2tOt\DtOtsDt\0 OotsDOO bOtDtsD tOtsO Oi OS GS OS OS tO 1-0 OS

gSgggg    ~oV''°    gg 882888

&&&&&£ gggggg ggg ggg gg 88 &&&&&& S 8 88

h-±

H-* O O

"cs "wie-

3250

3700;

3210

JCD

2990!

r- cd io •— o    oo 0_ co co CO oc>_eD ^ co -^cd_ cc_co_o^oo_r-^c^

KO icTco"00 rH of co* co"co" KO cd cd CO co"    gJ co"C-j cd"2 Ol 8

3030

2870

2G50

2580

3020

2335

2780

2635

3330

3340

2730

2080

2560

3000

2620

2900!

1830

2100

1840

1960

2030

2070

>2780

>2780

>2890

>2820

2860

>2920

Mit 100 at nicht vollständig zerdrückt, doch bereits Anzeichen zum Bruch vorhanden; ebenso bei b, c, d u. f. Expl. d , e u. f wurden im wassersatten Zustande aber trocken (ohne Wasserzulauf) geschliffen.

24

Nr. im Hauptverzeichuiss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probes'tücke

Fabrikation s-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

I Abnützung für 200 Umdr.

, d. Gusseisen-| Scheibe

auf [red.auf 49 cm Radius Mittel aus

3 Mess.

Druck

festig

keit

dem

Radius

von

kg

pro

qcm

cm

⁽jr

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

3286

Sechs Würfel von ocm Kante Kirn a/Nahe. aus basaltartigem Gestein.

3480

Sechs Würfel von 5,5 cm Kante Grube Wilsenroth, aus Hart bas alt.

3502

Sechs Würfel von 5,5 cm Kante Ortenberg (Hessen), aus Hartbasalt.

2494

2495

Zwei Würfel von 5,5 cm Kante Perlerkopf-Hannbach bei aus Basaltlava.

Zwei Würfel von 5,5 cm Kante Niedermending, aus Basaltlava.

Königswinter.

C* «3 O* •’+sC&Oo'P «,*00 0*81 H, * o O o* 8)

tOJO JSOJO JsSjWpSjMjNSJO OStSOS 05 CO 03 t\C tO ICi IC InC InC

008 ci    co 50 § S ^ Sa tooaiorobo^

50

50

50

50

50

50

55

55

55

55

55

55

55

55

55 55 I

55

55 i

50

50

50

50

CO I—_ CO, Ci, t    CO, CO, CH    a r-l    00 (M ca

cd *^71-    ccT cf ci    cf o cf cs    o" cT cf cf cf cf    cf cf    i—f <xf

HHHHHH    t-H    i—l i—I i—I    CO Ca Ca OH

2240

2410

2410

2450

2540

2390

2930

3260

3130

3170

2625

2790

2990

3140

3040

2840

2950

2965

1060

840

680

990

Sehr porös, dunkel.

Geschlossener als das vorige Stück; in Farbe und Aussehen der Nr. 2494 ganz ähnlich, nur ein wenig dunkler.

Piorite,

3138

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Oberbessenbach bei Aschaf-Di ori t.

fenburg.

1619

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Obermuschel in der Pfalz Diorit.

3013

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus Diorit.

Otterberg in der Pfalz.

3073

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Diorit.

Fraize (Frankreich) an der oberelsäss. Grenze.

c* P h,® oo o*s o er o* £>

S.$>

00 CO,

ca" ca"

45

45

GO KO

«cTi a

t—I t-h

2050

2710

1460

1330

Aderreiches Stück.

CO H CT H Ol H coeo CO CO CO CO t— GO GO ca ca ca ca" ca" ca ca"⁰⁰-

45

45

45

45

45

45

45

45

Ca,iC5,CO Ol CO, ® CO ca" cf cf dcrStcf

CO ('N CO 04 (04 CO r—» r—*

1830

1930

1990

1960

1690

1750

2470

2130

3061

Dolerit*

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus dunkelfarbigem, grobkörnigem D o 1 e rit.

Alsfeld (Oberhessen).

er p

jtoyo

"co'co

►P- Ci

50

50

i—" s

i—4 H

2260

2520

3114

3116

Eurite*

Zwei Würfel von 6 dm Kante Eu rit.

Zwei Würfel von 6 cm Kaute aus Eu rit.

aus

Andlau , Kreis Schlettstadt (Obereisass).

Breitenbach (Obereisass).

C5 X> c« .O

ysyo yo to ’cd'oo oo oo co o ca «-*■ ■;x■ *-

45

45

45

45

t\D b-a t—i w-t

CO

f-i '(X) ~i b<

2110

22'0

2440

2170

Farbe gleichmässig dunkelgrün. Farbe mehr ins Graue spielend. Im Bruch ein grobkryst. röth-licher Durchgang.

3117

3119

Zwei Würfel von 6 cm Kaute E u r i t.

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus E u r i t.

aus

Kinzheim (Obereisass).

Rohrschweyer, Kreis Schlettstadt (Obereisass).

J® 4®J® *• * *

45

45

45

9,2    2030

9,5    2060

9,5 >2700

b 2,69

45

9,2 >3030

100uif noch gut getragen

schwaches Knistern und Absprengen dünner Plättchen.

100rt£ gut getragen, doch unter starkem Knistern und Absprengen dünner Plättchen.

nur

3289

Granite.

Fünf Würfel von 6 cm Kante aus bläulichem Granit, hell bis dunkelfarbig, ziemlich grobkörnig.

Hauzenberg.

Jsö JM) K)

C0> Cu> Oj O0> ui

o: OO H H H

1535

1410

1330

1550

1490

Keine Schichtung zu erkennen.

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

1406 Drei Würfel von 8cm Kante aus schwarz-weissem G ra n i t, grobkörnig.

Drei Würfe] von 6 cm Kante aus schwarzweissem Granit, grob-* körnig.

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Granit, an Farbe und Korn ähnlich dem vorigen.

Ein Würfef von 6 cm Kante aus schwarz-weissem Granit, ziemlich feinkörnig.

Drei Würfel von 6 cm Kante aus bläulichem Granit, ziemlich feinkörnig.

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus dunkelgrauem , dichtem, sehr feinkörnigem Granit.

2608

2609

2357

2610

3130

3131

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus Granit, etwas heller und grobkörniger als der vorige.

Fabrikations-

Schärdiug.

Exemplar

Ort

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

auf red.auf 49 cm Radius Mittel von aus 3 Mess.

dem

Radius

cm

gr.

Druck

festig

keit

kt/

pro

qcm

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

Riedlberg bei Schärding.

Marienthal bei Schärding.

Fürstenstein (Bayer. Wald).

Vilshofen.

Bruch Rennholding bei Vilshofen.

Bruch Namering bei Vilshofen.

ci jo

lO Tf io co CO T-1 CO CO CO CO lO CO

cP of cP cP cP cP

Ol Ol CD Ol Ol

i—

CO r-T Cp Cp Cp

HHH t—I t—I

*• *

Ol Ol

* *

>1620

1350

1520

1830

1810

1670

1650

1820

1505

_L

Mit 1001 nicht zerdrückt. Etwas einseitiger Bruch.

Ci ,Q « TS <0 Vi

3132

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus Granit, noch heller und grobkörniger als der vorige.

Bruch Buchleithen bei Vilshofen.

O CT¹ P

$$$$$$ g;g;g;g;g?g; &&&

CN CD ©_CN^    CO    GO lO t— CO CO lO

05 0'-' CO -M CcT-PcPcP    co'Cp^PcPcP CO~    cor'co~<.6'-'^'co*'cN~

HH HHHHHH HrtHHrlH    r-( T-l rH T-f r-l

2930

2930

2850

2690

2650

2800

2120

2740

2080

2310

1890

2400

2050

1690

2000

1840

1980

1825

Einseitiger Bruch.

Etwas einseitiger Bruch.

3290

Fünf Würfel von 6 cm Kante aus bläulichem Granit, ziemlich feinkörnig.

Vilshofen.

2070

2140

2150

2070

2360

3386

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus schwarzweissem, hellfarbigem Granit, ziemlich feinkörnig.

Vilshofen.

CD Q-i Ä Q-* ffl

1580

1690

1470

1730

1370

1640

3415

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus schwarzweissem Granit, ziemlich grobkörnig.

Einöd hei Vilshofen.

1870

1910

1830

1540

1580

1750

Kein Unterschied im Aussehen gegenüber den anderen Expl.

2548

2835

2989

3291

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus schwarzweissem Granit mit gelblichen Flecken, grobkörnig.

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus grobkörnigem Granit.

Drei Würfel von 6 cm Kante aus grobkörnigemG rani t,schwarz-weiss.

Fünf Würfel von 6 cm Kante aus schwarzweissem, grobkörnigem Granit.

Bischofsmais.

Bischofsmais.

Metten.

Metten.

er &

to jto to ro jjojjo to jo to Ci Öi <Ji Ci Ci Oi'bi Ci 'oi'oi —1 Ci Ci <iD Ol COGOtO -Pi CD

Q O    iOiO

lO lO    Ttf

1970

1970

1250

1000

1330

1280

1320

1600

1705

1710

1620

1730

Blau.

Gelb.

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

auf

dem

Radius

von

red.auf 49 cm Radius Mittel aus

3 Mess.

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

cm

gr

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

3406

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus Granit, ähnlich dem vorigen, mit gelblichem Schimmer.

Stoekinger Bruch in Metten.

»f. a> p, o o- sb

3407

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus blauem Granit, grobkörnig.

Metten.

t-t, » & o er p

3416

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus schwarzweissem, hellem Granit, grobkörnig.

Metten.

3097

3098

3120

Ein Würfel von 5,5 cm Kante aus j Egg bei Deggendorf, schwarzweissem, feinkörnigem Granit.

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus schwarzweissem, ziemlich feinkörnigem Granit.

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus schwarzweissem, hellem Granit, grobkörnig.

Desgl.

Zeitlhof bei Gotteszell (Viechtacli) im Bay. AVald.

yo yoyoyoyayoy® yo yo y© yo y© y© yoyoyoy© yoyo

O¹ 05 <05 OS 05 OS 05    05~05 — ] —1 OV —1    05 05 05 05 05 05

co corfi.cc>tf*i-‘-OJ    0*0000    ca 05    05 oi ca

Ol

1300

1125

1100

1195

1310

1170

1970

1795

2040

2040

1950

1940

1260

1220

1230

1170 j

1240

1250

1610

S.

yoyo

05 05 f—* to

1400 ! j_

1150

2489

2490

2491

3288

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus schwarzweissem Granit mit gelben und schwarzen Tapfen, grobkörnig.

Zwei Würfel von 6 cm Kante ans Granit von ähnl. Aussehen und Korn wie der vorige.

Zwei Würfel von 6 cm Kaute aus Granit, ähnl. wie die beiden vorigen, aber feinkörniger.

Fünf Würfel von 6 cm Kante aus Granit, schwarzweiss mit gelben Flecken, feinkörnig.

Cham.

Cham.

Chsim.

Blauberg bei Cham.

er p m, ® pl, o er p

er p

OJH005COO 1-1 LO/-OJCO iß_sq_CO_ CO^CD^

oT caTof of of of of of

oooooo oo

iOiOlOiOiOO lOkC

co cq_-rh rH.<m^ Ttfrh"co'co~co"rh" to<xT

tH rH rH rH t-H t—< t-H t-H

1570

1460

1580

1450

1600

1450

1700

1700

Bruch etwas einseitig.

3372

3405

Vier Würfel von 6 cm Kaute aus Blauberg bei Cham, einem Granit pflasterstein; !

Farbe und Korn wie beim vorigen.

Zehn Würfe] von 6 cm Kante aus Blauberg bei Cham. Granit, schwarzweiss mit breiten, gelben Durchgängen, feinkörnig.

(S.OO'CO öS .O o <0 cS

O“

(JQ f, ®

rototo    ro    tc to wto    yo yo ysByayöjsD    yoycyoyoys yoyo    ysys

2fgf$    5    £2    $ 3 2S2S;    SS    £2

ca oi    Ca ca

o o    o o

tp- rf*- rf*. CD eO CO CO

I—‘    i—‘ I—l

j» Jfr-    j-JOS

'co'ec    io'ca

O L>- O t>-

oT of co" of

t-H tH r—t H

1710

'1700

1910

1900

1350

1410

1295

1310

Die Bichtung des Drucks bezieht sich auf gelbliche Durchgänge, welche die Probewürfel zeigen.

1370

1700

1630

1720

1810

1530

1340

1510

1490

1490

1520

Mit gelben Lagerst reifen, der Druck schief zu denselben. Druck J_ zu den gelben Lagerstreifen.

Ohne gelbe Streifen.

Das ganze Stück gelb, J_ zu den Streifen zerdrückt.

Desgl.

Nur an einer Ecke ein schief

1640

1530

1330

1485

verlaufender gelber Durchgang.

zu dem

Ganz gelbes Stück, Streifen zerdrückt.

Blaues Stück, ohne Lagerstreifeu. Desgl.

Gelbes Stück, J_ zu den Lagerstreifen zerdrückt.

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

auf red. auf 49 cm Radius Mittel aus

3 Mess.

dem

Radius

von

cm

gr

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

3497

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus röthlichem Granit, grobkörnig.

Bruch Karberg bei Nabburg.

H, # pj n o“ P

3498 ¹ Sechs Würfel von Qcm Kante aus schwarzweissem Granit mit röthlichem Stich, grobkörnig.

Bruch Kulm bei Nabburg,

*-*5 ® Cu <5 e¹ P

3501

Sechs Würfel von 6 cm Kaute aus blauem Gr a 11 it, ziemlich grobkörnig.

Häuslberger Bruch bei Nabburg.

(510)

3496

Zwei Würfel von Qcm Kante (a und b) und 2 Prismen von 8X8 cm Querschnitt und 6 cm Höhe (c u.d) aus blauem, ziemlich grobkörnigem Granit (Normalstücke für die St. Petersburger Versuchsanstalt).

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus blauem Granit, ziemlich grobkörnig.

Nabburg.

jo to te jo jo jo jojojo tojo to je jo to tojojo je je je je jo je £ S Öi 5-^ O-" Öi 8    £ 8 8 os

SS

O CD

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Bruch Gleiritsch, Bez.-Amt Neunburg v/W.

2666

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus blauem Granit, feinkörnig.

Steinberg bei Schwandorf.

2678    | Zwei Würfel von 6 cm Kante aus rothem Granit, sehr grob-

2679    [ körnig.

Fichtelgebirg.

u.

2680 Zwei Würfel von Qcm Kante aus blauem Granit

Fichtelgebirg.

u.

2681

2903    Zwei Würfel von Qcm Kante

aus gelblichem Granit, grobkörnig.

2904    Zwei Würfel von Qcm Kante aus

Granit, ähnlich dem vorigen.

2905    Zwei Würfel von 6 cm Kante aus

gelbem Granit, grobkörnig.

3384 Vier Würfel von 6 cm Kante aus blaugrauem Granit.

Schurbach bei Neusorg bei Kemnath.

Desgl.

Desgl.

Stärnstein bei Neustadt a. d. Waldnab.

cS Xi

3353    Drei Würfel von Qcm Kaute aus

sehr grobkörnigem Granit, schwarzweiss mit gelbem Anflug.

3354    Drei Würfel von 6 cm Kante aus Granit-Syenit, dunkelfarbig und grobkörnig.

Drei Würfel von 6 cm Kante aus schwarzweissem, ziemlich grobkörnigem Granit.

Drei Würfel von 6,5 cm Kante aus Granit, ähnlich dem vorigen.

Im Staatswald bei Reuth-Erbendorf.

Eicheldorf bei Reuth-Erben-dorf.

3355

2275

Röthenbach bei Reuth-Erbendorf.

Gefrees.

tötete tötete tötete tötete tototeto tote tote tote tote tote tetototototo to to to re te to

882 32$ '882% SS5S §fgS& 88 SS SS SS 88 $888$$    SSSSSS SS:

55

55

49

49

49

49

49

49

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55 '

55

45

45

45

45

45

45

i-j-sjco,co co„i-j cm, iO_o^cc 'Sj-sj ^ohcocnoo os io cm cr> r-i cr> co co r—*~ co iX ocT tX 1-" ocf co tX tX tX co'acf acf cd tX ad cd os af aT ad

coy-^cs X. ^ ifj ’-o ©. o, r-j -cjj© ao"ad co co X co cd co o" ©" X X «f co

tH r-H t-H tH

oc jo Oi oc

M. b-L b-'

'bi'bi

r-J,0- X.‘G. 1O CM -Sc

r-H rH r-H rH

1630

1780

1770

1880

1720

1710

1890

1790

1690

1710

1470

1880

2190

2140

2100

2190

1990

1950

2110

2440

2300

2080

2010

2200

1630

1860

1680

2120

1860

1830

1520

1540

1820

1470

1230

1350

1100

1360

1085

1195

1130

1240

1120

1450

890

830

1020

1780

1880

2130

1470

1440

1560

1360

1420

1470

J Mit 20 kg | Mit 30 kg belastet. j> Mit 16,6 kg

belastet.

belastet.

Hellroth.

Dunkelrotli (roth mit grün).

Feinkörnig.

Heller als der vorige, grobkörnig.

Etwas einseitiger Bruch.

Etwas einseitiger Bruch.

28

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Material

Fund-

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Urndr. d. Gusseisen-

Scheibe festig-

auf red. auf keit 49 cm 7 Radius kV Mittel aus !

3 Mess. ⁽icm gr

Druck-

dem

Radius

von

cm

pro

Richtung des Druckes

zum Lager

Bemerkungen

1754

3383

2238

3315

3316

Zwei Würfel von 8 cm Kante aus Kornberg.

Granit, schwarzweiss, sehr grobkörnig.

Zwei Würfel von 5,5 cm Kante Schönbrunn bei Wunsiedel. aus grauem Granit mit gelblich eu Stellen, grobkörnig.

Zwei Würfel von 6,5 cm Kante aus Schwarzenbach a/S. gelbem Granit, grobkörnig.

Drei Würfel von 6 cm Kante Münchberg (Oberfranken), aus bläulichem Granit, grobkörnig.

Drei Würfel von 6 cm Kante aus Desgl. gelblichem Granit, ähnl. Korn wie beim vorigen.

SS

Ol (N

1360,

1460

er P

1080

880

3045

Sechs Würfel von 6 cm Kante Schueeberg im sächs. Erz-aus Granit.

ge birg,

2532

2530

2531

2999

Zwei Würfel von 6 cm Kante Messeier Wald (Hessen), aus röthliehern, feinkörnigem Granit.

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus LindensteiD (Hessen), schwarzem Granit, sehr feinkörnig.

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Desgl. schwarzweissem Granit mit röthl. Anflug, grobkörnig.

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus sog. schwarzem Granit (?) sehr feinkörnig.

Mettenbach b. Herborn(Wies-baden).

JO JO    tOJO    JOJO JO JO JO J\.‘ ; JO JO    JO JO JO    JO JO JO    JO JO

bnbn

^    h* cr>    o* co w^ooc^toü¹    ooo    gc o o    o

2,97

2,89

2,85

2,85

2,78

1175

1175

1380 ||

1550 J_

__j I

1410    ||

1470

Etwas einseitig zerdrückt.

45

45

45

45

45

45

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

co^co^

1—T r-T 04 T—T Ol T-H o o

tHi—•tHtHtHt-H H H

1860

2220

2080

2140

2350

2060

1710

2110

3027

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus schwarzweissem Granit, sehr grobkörnig

Melibocus.

2,88 |

2,65

2,65

2,65

2,68

2,69

2*65

55

45

45

45

45

45

45

io    oi^    oi^ co^ a* cq co^

^ CO    lO CO    of t>» co"    co" CO o"CM t-H of o"

tHv-h    H H    GM GM GM GM GM GM h h hHHH

1660

1640

1240

1240

3285

Zehn Würfel von 6 cm Kante aus schwarzweissem Granit, sehr dunkel und grobkörnig.

Bruch am Felsberg i. Odenwald.

tr'CfQ Hn a Qj n er P

2,80

2,80

2,80

2,80

2,78

2,81

2,79

2,805

2,81

2,80

3282

Sechs Würfel aus schwarzweissem, hellem Granit, sehr grobkörnig.

r

Aus Cöln eingesandt.

2,655

2,64

2,645

55

55

55

10,3

9,2

Einseitig zerdrückt.

Anzeichen zum Bruch vorhanden.

2,65

55

9,5

2,65

55

9,8

2,65

55

10,2

9,5

2618

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus Granit, schwarzweiss, mit gelben Flecken, ziemlich grobkörnig.

Grube Barenbach I (aus Frankft. a/M. eingesandt).

2,61

2,66

2,61

2,64

2,64

2,62

45

45

45

45

45

45

12,2

12,5

11,0

12,9

11,2

10,5

Bruch einseitig, wahrsch. in Folge eines von der Bearbeitung herrührenden Risses.

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

F u n d-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen -Scheibe

anf red.auf 49 cm Radius Radius Mittel aus

3 Mess.

dem

vou

cm

gr

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

2705

Sechs Würfel von 6,5 cm Kante aus ziemlich grobkörnigem Granit.

Grube Barenbach II (aus Frankft. a/M. eingesandt).

2911

Sechs Würfel von 6,5 cm Kaute aus ziemlich feinkörnigem Granit.

Albersweiler (Rheinpfalz).

©. « u* P rr, (cd p. o er P

cf cf cf cf cf cf cc cf cf gcT

2040

1970 I

Exemplare a bis c vou gleichem Ansehen und l-other Farbe.

1910

1310

1550

1620

1420

2030

1345

1960

TH, (D

ca ca

ca

oo

C© ©

co cf

1920

1530

Hellroth, locker.

Exemplare e und f von graugrünlicher Farbe.

Bruch etwas einseitig, Bruchstücke zum Theil blätterig.

Bruchstücke gut geschlossen.

Bruchstücke ähnlich wie bei a.

Enthält parallel zur Druckrichtung eine ca. 6 mm starke Quarzschichte.

Aussehen wie vorhin.

Enthält dieselbe Quarzschichte, wie die beiden vorigen Exemplare. Der Druck erfolgte aber hier J_ zu ihr. Bruchstücke gut geschlossen.

3264 Sechs Würfel von 6 cm Kante röthlichem Granit, feiu-

Albersweiler i. d. Pf.

aus

körnig, dicht.

c3 .O üCJ O <*h

JO JO JO JO JO JO 'caAn lfHüp-b< ph

05 I-h >Ph IO © >Ph

3108

2703

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus grünlichem, sehr grobkörnigem Granit.

Sechs Würfel von 6,5 cm Kante aus grünlichem Granit, sehr grobkörnig.

Fouday (Eisass).

Fouday (Eisass).

er p

* *

© t-h

© r-

efcf

2704

Sechs Würfel von 6,5 cm Kante aus Granit.

Kuss (Eisass).

3115 Zwei Würfel von 6 cm Kante aus hellrothem, grobkörnigem Granit.

3118 Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Granit, ähnlich dem vorigen, etwas dunkler.

3181 Drei Würfel von 6 cm Kante aus schwarzweissem Granit, feinkörnig.

3277 Drei Würfel vou 6 cm Kaute aus schwarz- und weissgeflecktem Granit, sehr grobkörnig.

3281 Ein Würfel aus grobkörnigem Granit, schwarzweiss mit röthlichen Stellen.

3284 Zwei Würfel von 5,5 cm Kante aus röthlichem, grobkörnigem Granit.

2563 Vier Würfel von 6 cm Kaute aus röthlichem Granit, ziemlich grobkörnig.

Blieuschweiler Kreis Schlett-stadt (Obereisass).

Nothalten Kreis Schlettstadt (Obereisass).

Kappelrodeck (Eisass).

Bei Strassburg.

Aus Strassburg eingesandt.

Jägerthal bei Windstein (Eisass).

aus dem Bären-

Findlinge

tliale in der Nähe des

Feldbergs im Schwarzwald.

C-S H,® OO C?P H,®    CP

er p

er p

CO CO CO CO IO CO tO CO CO CO IO IO CO CO CO JO

§fS . §g S3SS3S SSS8SS

-K- *    * *

CO CO CO CO co to co ~bi 'ai'ci'ci bsbsbs

05    — I —I rfH CO l-H CO

JsD CO

"bi'cs

CO rfH

UTül ScSo’O’S’B» ü? Ul Sc U> g Ca §1 §1 §1 §1 §1 c?

►PH »pH

ca ca

Ca O1 CJ1 Ca

o o o o o o

HMiOOiO® O O O O CO T-h

Ca Ga Ca CM t-h Ca

r-^

oo" Ci Ci © Ci cf

T-H t-H

Etwas dunkler in der Farbe als die vorigen.

Sg ggg}2gg Üggggg ||

NOIS»«CD

(J^OOOOO t-h Ol CO 0*5 Ca O rH CO t-H i-H rH rH rH r-H t-h rr rH rH rH

eow cc ca

rH -rH

Diese Probestücke sind alle sehr grobkörnig und zeigen im äusseren Ansehen keine merklichen Unterschiede.

Ebenfalls grobkörnig, duukler als die vorigen, Exemplar d am dunkelsten.

Etwas heller als das vorige Exemplar.

o © ©

rH GO Ca rH

<?po,

OiCC

1920

1810

1860

1600

1760

1600

1720

h-i M-►-t 8-A

bsTo

1920

1800

1330

1260

1470

1520

2564

Vier Würfel von 6 cm Kante aus grauem Granit, sehr grobkörnig.

Findlinge vom Schluchsee bei St. Blasien im Schwarzwald.

1420

1470

1510

30

Nr. im Hauptverzeicliniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-

Scheibe festig-

auf [red.auf keit ! 49 cm '    ₇

Radius k3 Radius Mittel aus

•!3Mess. QC>>1

Druck-

dem

von

cm

gr

pro

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

29 * 8

Sechs Würfel von 6 cm Kantenlänge aus Granitfindlingen, schwarzweiss, feinkörnig, mit grossen Quarzstücken eingesprengt.

Achern (Baden).

3165

Sechs Würfel von 6 cm Kaute aus röthlichem Granit mit vielem Glimmer, grobkörnig.

Alpirsbach (württ. Schwarzwald).

OOP

3240 Ein Würfel von 6 cm Kante aus röthlichem Granit, sehr feinkörnig und dicht.

625 Zwei Würfel von4,5—5,6cmKante aus Granit, dunkelroth und grün, sehr grobkörnig. Durch Auseinaudscheeren eines paral-lelepipedisclien Stückes von den Abmessungen 5,5 X 4,5 X 11 cm erhalten.

Aus Karlsruhe in Baden eingesandt.

Schweden.

JO JOJO JO JO JO JO JO JO JO IO JO JO

o< "bio<oi "b'cc'cc 'bs'bs'bs'bs'bs'bs

-4 CO GO -4 -UOh* 05 i—<- CD O —ICH

50

50

50

50

50

50

CO^ t—^ (N (N cT r-T ofcNCsf CO

rH h h h h tH

1490

1180

1130

1360

1140

1290

1670

1650

IC

55

1210

1240

1240

1340

9,1 2320

1600

1600

Sehr grobkörnig; Bruchstücke stark zersplittert.

Desgl.

Desgl.

Et was geschlossener als die vorigen.

Bei 1240a£ erstes leises Knistern. Desgl. bei 1280 at.

Die Schubfestigkeit beträgt 146a£.

3072

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus

Hornblemleweiss.

„Kleine Höhe¹¹ bei Markird in Oberelsass.

JOJO 00 cc Ol

* *

45

45

co of

rH rH

1470

2270

Etwas heller als das vorige Expl.

2619

Melaphyre.

Vier Würfel von 6 cm Kante aus St. Wendel bei Saarbrücken. M e 1 a p h y r.

o ctp

to to to to “os os'bi'bi

i-⁴    0 05 00

45

1950

45

1530

1620

i 1080

Farbe röthlich. j Farbe grünlich.

Farbe röthlich; mit Wasser (0,27°/o des Trockengewichts) gesättigt. Farbe grünlich; mit Wasser (0,37°/o des Trockengewichts) gesättigt.

2908 | Sechs Würfel vdu 6 cm Kante aus Melapliyr.

Rammelsbach (Rheinpfalz).

3079

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Melaph yr.

Rimbachzell (Oberelsass).

P    (D & (5 ? P

lO * #•

Tji H    (M H ri Olß

ID    er GO t>-

cd cT cd cT ofof cT cL

45

45

45

45

45

45 I

45

45

COIMOiOHO -<^04 CD CO CG CG O" O" rjf CD~

rH rH rH r—i OJ 03 rH rH

2070

1690

1800

1880

1690

1990

2140

1480

Mit einem rötlilicheu Durchgang. Mit vielen röthlich gefärbten Nestern.

3080

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Melaphyr..

Wattweiler (Oberelsass).

2,62*

2,62*

45

45

oo oi

2030

I 2460

Etwas grauer als das vorige Expl. das mehr ins Grüne sticht.

3126

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Melaphyr.

St. Wendel.

2,62*

2,66

45

45

2000 ! 2020

3127

Zwei WTürfel von 6 cm. Kante aus M e 1 a p h y r.

Rammelsbach (Rheinpfalz).

2,62*

2,62*

45

45

2060

1740

Einseitiger Bruch.

3469

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Melaphyr.

Gebweiler (Oberelsass).

2,71

2,63

55

55

—i — i

X-cd

2520

2440

3317 Vier Würfel von 5 cm Kante aus Melaphyr.

Hanbenfels bei Kirn a/Nahe.

2,74

2,735

3220

3230

2,74

3250

2,73

2770

3103

Zwei Würfel von 4,6 cm Kante

aus Phonolit.

Kleinostheim bei Aschaffenburg.

jojo ►f* co

45

45

J-4 -4

'co'co

3080

2880

Zeigt einen Riss, der möglicherweise schon bei der Bearbeitung entstanden ist.

Nr. im Hauptverzeichniss ! des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Porphyre.

Fabrikations-

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen -Scheibe

Druck-festig-

auf red.auf keit

dem Mus % Radius Mittel

von

cm

pro

aus

3 Mess ! 2C,U

gr

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

2682

3081

3308

3309

3310

3311

3312

3313

Ein Würfel von 6 cm Kante aus braunem Porphyr, ziemlich grobkönig.

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus grauem Porphyr, grobkörnig.

Zwei Würfel von 5,5 cm Kante aus Porphyr, hellgrau, dicht geschlossen.

Zwei Würfel von 5,5 cm Kante aus röthlichgrauem Porphyr, dicht geschlossen, doch schon mehr körnig.

Zwei Würfel von 5,5 cm Kante aus fast weissem Porphyr, gut geschlossen.

Zwei Würfel von 5,5 cm Kante aus grünlichgrauem Porphyr mit röthlicheu Stellen, gut geschlossen.

Zwei Würfel vou 5,5 cm Kante aus grauem Porphyr, gut geschlossen.

Zwei Würfel von 5,5 cm Kante aus Porphyr.

Fichtelgebirg.

Gebweiler (Obereisass).

Bruch Hersbach I (Eisass).

Bruch Hersbach II (Eisass).

Bruch Hersbach III (Eisass).'

Bruch Hersbach IV (Eisass).

Bruch Hersbach Y (Eisass).

Bruch Hersbach VI (Eisass).

er p

es ,D

CT ft

JO

55

12,4    1360

jssyo jndjno tssyo

(J5C5 CD *

toyo jsoyc De De    De De

Ö3 rf*    £>• h-¹

JsSJsO

’be'be

De

2,66

2,635

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

r^co    com

«jT co" cd" cd"    r-" co"

T-H T—I

1460

1930

2570

2630

2670

2920

Bruch schief nach einer röthl. Stelle des Steins hin verlaufend.

Grünliche Färbung.

Röthliche Färbung.

-100 jje O t-¹    De

cc cd YTo

t>T crT

2760! 2400 i

2400

1890;

2400

2110

2050;

2800!

Beide von gleicher Farbe und Korn, b etwas einseitig zerdrückt.

Beide von ähnlichem Aussehen, a etw as einseitig zerdrückt.

(564)

Vier Würfel von 6 cm Kante aus P o r p h y r.

Schönau (Baden.)

2,71

2,71

2.72

2,71

50

50

50

50

3263

3217

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus | Hagenau (Eisass.) Diabasporphyr oder Mi- j nette (?)

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus Quarzporphyr a—d rrud f grünlich, e röthlich.

Alpirsbach (württ. Schwarzwald.)

W» » ft (5 D⁻ P

2.695

2,71

2,60

2,56

2,60

2,58

2,57

2,61

55

55

HM H-A k—i

co co

tsC"co Vs'co'cn'H

o o

L>— l>-

co CO co

2370!

1840

1830

1840;

1610

1930

a dunkler als b. Letzterer etwas einseitig zerdrückt in Folge eines unverbundenen Durchgangs.

a vou grauer Farbe, etwas einseitig zerdrückt, b von röthli-cher Färbung.

a und b trocken, c und d nass geschliffen, nachdem sie in 12 Tagen 0,05 bzw. 0,10 Yol. Proc. Wasser aufgeuommen hatten.

Krachen , aber noch kein vollständiger Bruch.

3128

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Quarzporphyr.

3110

3241

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Syenit-Porphyr. (?)

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus porphyrartigem Gestein, grün und röthlich.

Oberer Theil des Blancrupt-thales am Fusse des Fres-silian.

Gern. Ottrott (Obereisass.)

Bruch des Herrn L’Hoest in Köln.

ci ,o

2,28

2,50*

45

45

12 7

₉;₃ i8oo

850

a merklich poröser als b.

-h, » p. ce er ft

Ol" Ol Ol" Ol Ol" Ol" Ol" Ol

cd t- m co cd

L'-te— CD CD cD CD CD CD

45

45

55

55

55

55

55

55

7,9 i 2810 10,3 ! >2880

6,5 ; 2640 7,4    2350

7,4 : >2790 7,8 ! 2290

7.4    >2710

8.4    ¹ >2720

1001 werden noch getragen.

Anzeichen zum Bruch vorhanden. Bruch etwas einseitig.

Noch kein Anzeichen des Bruches Desg.

3071

Quarzite»

Zwei Würfel vou 6 cm Kante aus braunem Quarzit.

Kugelberg bei Bergheim in Obereisass.

a | 2,55*

45

4,6! >3200

CT

3124

3140

Zwei Würfel von 6 cm Kaute aus Quarzit.

Sierck bei Metz.

Ci r-Cl

J®-⁶⁰ £

£§ I

* * *

45

45

45

i— r—

id co t—’

>3100

2600

3100

Noch kein Bruch, schw aches Knistern und Abspringen dünner Plättchen.

Noch kein Anzeichen von Bruch.

3222

3125

Zwei Würfel von 5 cm Kante aus braunem Quarzit.

Ein Würfel von 6 cm Kante aus Quarzit.

Redliugen bei Sierek (Metz.)

Mettlach I.

er P

CO ¹ t -lO CD CD Ol" Ol Ol"

3180

3050

45

8,2j 2800

32

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d, Gusseisen -Scheibe

auf

dem

Radius

von

red.auf 49 cm Radius Mittel aus

3 Mess.

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

cm

gr

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

3141

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Quarzit.

Mettlach II.

CS ©

Ins ins

2310

2850 ! _L

Sehr lockere, unverbundene Lagerschichten.

1928

Ein Würfel von 7 cm Kante aus

Serpentin.

1110

744

Syenite.

Vier kleine Prismen mit den Abmessungen 16 X 2,5 X 2,5 cm Säulen-Modelle mit und ohne weisse Adern (Durchgänge) aus Syenit.

Fichtelgebirg.

1040

860

1070

1150

813

Zwei kleine Prismen mit den Abmessungen 16 X 2,5 X 2,5 c»», Säulen-Modelle aus Syenit mit sehr deutlichen weissen Durchgängen, die 2,5—6 cm von einem Ende entfernt schief laufend durch das ganze Prisma gehen.

Desgl.

1420

1410 i

Ohne Adern.

Mit einer Ader, die ca. 73° gegen die Längsaxe geneigt ist und über eine Ecke geht.

Mit einer Ader, die ca. 45° Neigung gegen die Längsaxe hat und quer durchgeht.

Mit einer Ader von der gleichen Neigung gegen die Längsaxe, über eine Ecke gehend.

Die Formen des Bruches bei Expl. c—d zeigen so wenig wie die Druckfestigkeitswerthe einen Einfluss d. Adern aut den Bruch.

Bruch an dem, dem Durchgang entgegengesetztem Ende.

Bruch in der Mitte, unbeeinflusst vom Durchgang.

2217 Zwei Würfel von 5 cm Kante aus Syenit.

u.

Desgl.

2218

2676

3356

Ein Würfel mit 6 cm Kante aus dunkelblauem Syenit.

Drei Würfel von 6 cm Kante aus Syenit.

Desgl.

Fichtelberg bei Reuth-Erben-dorf.

3189.

Vier Würfel von 6 cm Kante aus Syenit.

Reichelsheim i/O

03 © O 03 © o ©

2492

2493

Tracliyte.

Zwei Würfel von 5,5 cm Kante aus Trachyt.

Zwei Würfel von 5,5 cm Kante ans Trachyt.

Stenzeiberg (Königswinter).

Wolkenberg (Königswinter).

O“ 89    © 83

JnSInSJnSJnS    JnS JnS JnS    JnS    JnS tu

co -a co    © ©Lo    —i    ©'co

© OC © (—‘    G8I—I -J    ©    O0G5

2010

2320

1470

2080

Etwas einseitiger Bruch.

50

50

50

50

OOCßOH

co" co in co

y—I t—I r-1 i—l

1860

2030

1800

1950

JnS INS JnS JnS ca 'ui'u» -1 h-L Ins —J

50

50

50

50

ca tu tu to

,C3jJ5 jOJnS

'©'05 ©Ls

1490

1540

1130

1200

II, Kalksteine und Dolomite. Marmor.

2358

3099

2359

676

1741

Ein Würfel von 7 cm Kante aus Marmor, Rouge Griotte.

Zwei Würfel von 7 cm Kante aus M armor.

Ein Würfel von 7 cm Kante aus Al a r m o r.

Ein Würfel von 10 cm Kante aus sehr weissem, ziemlich grobkörnigem Marmor.

Drei Würfel von 8 cm Kante aus rothem Marmor.

Merbas le Chateau (Belgien), i

Mühlheim.

Zill bei Hallein.

Mareith bei Sterzing in Tirol.

Trient.

er so

JnS    Ins    JnSJsS    ins

—J    <05    05 05    ~<05

05    ©    © co    co

1317

1700

1910

1322

771

—I H= —I

o er 89

ins INS ins

05 —. I 05 © © ©

1310

1420

to Nr. im Hauptverzeichniss 5t    des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Ein Würfel mit 8 cm Kante aus Marmor von grüner Farbe mit weissen Adern.

Kalksteine.

Fabrikations-

Italien.

Exemplar

Ort

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

auf dem Radius

von

cm

49 cm Radius Mittel aus

3 Mess.

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

gr

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

1010

Lager unbestimmt.

711

712

713

735

3575

Ein Würfel von 8 cm Kante aus weissem Kalkstein.

Ein Würfel von 8 cm Kante aus Kalkstein.

Ein Würfel von 8 cm Kante aus K a lk ste in.

Prisma von den Abmessungen 33,7 X 8 X 7,9 cm aus Kalkstein (Säulen-Modell).

Drei Würfel von 7 cm Kante aus Kalkstein.

Döggingen bei Donau-eschingen.

Buch berg b.Donaueschingen.

Klengen b. Donaueschmgen.

Eichstädt.

Kapfelberg bei Kehlheim Bank I.

co    ko    ©

i—i    co

ca"    cf    cf

375

304

460

534

Bruch etwas einseitig.

3576

Drei Würfel von 7 cm Kante aus Kalkstein.

Desgl. Bank II.

3577

Drei Würfel von 7 cm Kante aus Kalks tein.

Desgl. Bank HI.

3578

Drei Würfel von 7 cm Kante aus Kalkstein.

Desgl. Bank IV.

3579

Drei Würfel von 7 cm Kante aus Kalkstein.

Allkofen gegenüber Kapfelberg.

3409

2652

2616

2706

Sechs Würfel von 7 cm Kante aus Kalkstein. (Sechs weitere Würfel wurden 6 Stunden lang einem lebhaften Steinkohlenfeuer ausgesetzt und zeigten darnach grosse Risse. Durch Ablöschen zerfielen sie in löschten Kalk.)

Vier Würfel von 8 cm Kante Kal kstein mit worlenem, schwer zu erkennendem Lager.

Zwei parallelepipedische Stücke von 6,4 X 7,7 cm Querschnitt und 9,3 cm Höhe aus Kalkstein, zuerst zu Würfeln von ca. 6 cm Kante zugeschliffen und dann zerdrückt.

Drei Würfel von 10 cm Kante aus Trigonodoskalk.

Etterzhausen bei Regensburg.

bS tsO bD b2 bO bS bO bO bD bObObS b0 bO bO bO bS bO b5 bO bO oo So    'os'cd'cd 'h-m-i'©

cji cji o»

o co

321

653

790

570

394

380

451

524

605

414

747

637

758

595

660

935

515

605

465

Bruch etwas schief verlaufend.

Schief verlaufender Bruch.

Etwas einseitig zerdrückt.

Etwas einseitig zerdrückt.

Etwas einseitig zerdrückt. Desgl.

ge-

aus sehr ver-

Etterzhausen bei Regensburg.

Kirchheim bei Würzburg.

Sommerhausen bei Würzburg. Obere Bank.

tO

Ci 05*05 *05 CD 05 05 CO

1300

1080

1050

1050

Xi

JsO

M K CO M O 50 'bVf-O&.'äo'M'co

608

576

I-

Poröse Stellen enthaltend.

Etwas gelblich, porös, sandig. Aehnl. wie Expl. b.

Je eiumal auf dem Haupt geschliffen.

Einmal auf dem Lager geschliffen. Je einmal auf dem Haupt ge-schliffeu.

Einmal auf dem Lager ge schliffen

2707

Drei Würfel von 10 cm Kante aus Trigonodoskalk.

Sommerhausen bei Würzburg. Untere Bank.

O CT* 8» «CP

3084

Zwei Würfel von 10 cm Kante aus Kalkstein.

Sommerhausen bei Würzburg. Untere Bank.

CO CO KO GO CO    CO

ca co ca co co co ca cf cf ca cf cf cf ca

340

o © o

CM in CO CO KO

412

I-

3085

3086

Zwei Würfel von 10 cm Kante aus Kalkstein.

Zwei Würfel von 10 cm Kante aus Kalkstein.

Sommerhausen bei Würzburg. Obere Bank.

Kreuzheim bei Würzburg, bad.-bayer. Grenze.

ca    oooo    cot-

co    co co    co co

cf    cf cf    cf cf

503

ca t— o o

CTS CD H tO t* KO KO

—I —l—l —Hl

Poröser als die beiden vorigen Exemplare.

Einseitig zerdrückt; ungleiches Material mit gelben porösen Stellen.

Etwas einseitig zerdrückt; dichteres Material ohne gelbe Flecken.

Ziemlich gleichmässig zerdrückt. Einseitig zerdrückt.

Ziemlich gleichmässig zerdrückt. Ebenso.

34

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

auf jred.auf dem j

49 cm . Radius Radius Mittei

aus

3 Mess.

von

cm

gr.

Druck

festig

keit

kr)

pro

qcm

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

2365

2369

2360

2361

2362

. 2363

2364

2524

(484)

2338

2319

Ein Würfel von 10 cm Kante aus Muschelkalk.

Ein Würfel von 10 cm Kante aus gelbem, löcherigem Kalkstein (Oolith).

Ein Würfel von 10 cm Kaute aus weissem Kalkstein.

Ein Würfel von 10 cm Kante aus weissem Kalkstein.

Ein Würfel von 10 cm Kante aus weissem Kalkstein.

Ein Würfel von 10 cm Kante aus dichtem weissem Kalkstein.

Ein Würfel von 10 cm Kante aus grauem Kalkstein.

Ein Würfel von 7 cm Kante aus Kalk stei n.

Vier Plättchen von 6 X 6 cm Grösse und 3 cm Dicke aus weissem Kalkstein einem Stück herausgeschnitten.

Drei Würfel von 6 cm Kante aus Kalkstein, aus einem unregelmässigen Stück herausge-, arbeitet.

Drei Würfel von 7 cm Kante aus Kalkstein.

Marktbreit a/M.

Amanweiler.

Eureville.

St. Juste.

Estaillades.

St. Cyr d’Anglefort.

St. Cyr Culoz.

St. Nazaire.

aus

Kleinlaufenburg (Baden).

Zill bei Hallein.

OOP

o er 93

2,45

469

2,13

259

1,77

1,70

1,90

2,07

2,67

2,69

JO JO 'üi'or

rf* OP

^ ^ ^ qt Qi qt Qi

Ol    r-J

CC rff cdT cxf CD CD C- CO

130

83

194

225

1267

1550

-I -i -I -I -I

2522

2078

Ein Würfel von 10 cm Kante aus Kalkstein.

Fünf Würfel von 10 cm Kante aus Kalkstein. — Dem Haupt-thurme des Ulmer Münsters entnommen.

Pola.

er sc

o 'O ©

2163

2164

2165

2180

2181

Ein Würfel von 10cm Kaute aus Jurakalk vom Hauptthurm des Ulmer Münsters.

Drei Würfel von 10 cm Kante aus weichem Siissw asser-Kalkstein vom Hauptthurme des Ulmer Münsters, zu feineren Steinhauerarbeiten verwendet.

Ein Würfel von 10 cm Kante aus hartem S ü s s w a s s e r k alkstein vom Hauptthurme des Ulmer Münsters.

Zwei Würfel von 10 cm Kante aus Süsswasse rkalk vom Hauptthurme des Ulmer Münsters u. z. vom grossen Bogen, Ostwand.

Zwei Würfel von 10 cm Kante aus Jurakalk vom Hauptthurme des Ulmer Münsters, Glockenhaus.

JO JO JO JO    JO JO JO

H—⁴ —1    <J5 Ü* CT5

05 —3 K) 05 05    r-*■ Ql Ql Q<    H

1520

1090

1370

Enthält viel eingesprengtes, gelbes, offenbar weicheres Material.

to J—¹J-¹ J-1    JOJ—¹

lflOH DHO, r-T of cm"

JO

1460

1560

1420

330

CO lO    1—1    iCO    Ol    rH

1—1 O    CO    t—    CO    ©

CM ^    i-l    (M    CM    L—

Lautlos zerdrückt.

Einseitig zerdrückt, in Folge einer geschlosseneren Stelle.

Lautlos zerdrückt.

Desgl.

Desgl.

Bruchstücke enthalten grüne Thongallen.

oi OO 1-.

IO CD CO IO hP»

283

er 93

KO CO i—l H

cm" cm'

jo jo lo os

OS ►—*

428

412

483

500

3292

Dolomite.

Drei Würfel von 6 cm Kante aus Etting bei Ingolstadt. Dolomit.

« er p

IO to to

gf&s

800

1430

1400

Mit gelben porösen Nestern. Dunkler, besser geschlossen a. d. v. Desgl.

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

3293 Fünf Würfel von 6 cm Kante aus Dolomit.

2166 Ein Würfel von 10 cm Kante aus D olomi t.

2203 Ein Würfel von 12 cm Kante aus Dolomit.

2523 Ein Würfel von 7 cm Kante aus Dolomit.

3374 Vier Würfel von 6 cm Kante aus einem Dolomi tp flaster-ste i n.

3294 Zwei Würfel von 7 cm Kante aus Dolomit.

3305 Drei Würfel von 6 cm Kante aus Dolomit.

3352 Zwei Würfel vou 6 cm Kante aus Dolomit.

3304 Drei Würfel von 5,5 cm Kante aus Dolomit.

3323

Zwei Würfel vou 7 cm Kante aus Dolomit.

Fabrikations-

Ort

Demling bei Ingolstadt.

Urspring bei Ulm.

Abensberg.

Treuchtlingen.

Bei Weissenburg a/Sand.

Perl (Eisass).

Perl (Eisass).

Bruch Förstchen bei Perl (Eisass).

Sierck (Eisass).

Bei Metz.

Exemplar

« a CT¹ ss

t3 ^ ü 'S cS &

Spezifisches Gewicht

O    ^(MOH    50    CO    50    0 0    0    05    005

50    -iji 50 50 50    lO    CO    50    SO 50 50 »O    CO 50

oi    oi <of <N cC    gL    gL    of    of of <oT cL    of of

JO JOJO JO JO    JO JO JO

O“} •‘3 «<i    *<j Ci ,    -81

CD K; H    IO ^4

a 2,535

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-

Scheibe ¹ festig-

auf red. auf! keit 49 cm 1 Radius *9 Mittel aus i

3 Mess. ⁽lcm

dem

Radius

von

cm

gr

I—‘ 1-1 M h-COCO J-.1-1 O5l-‘'ci'bo

Druck-

pro

980

Richtung des Druckes zum Lager

540 i 1060

1040

1040

667

476

1860

1120

1820

1710

1690

>2030

1760

970

1790

1140!

2020

2180

1830

1605

1050

1280

Bemerkungen

Bruch schief, nach einer porösen Stelle hin.

Sehr poröses Stück.

Die Expl. a, b, c sind von gelblicher, die d und e von grauer Farbe.

Enthält einige poröse Stellen.

Bruch sehr nahe.

Das Stück hatte ursprünglich einen Biss und ist in Farbe etwas heller als das vorige.

Farbe gleiclimässig grau.

Farbe gelb.

Farbe gelblich, heller wie beim vorigen.

Farbe gelb.

Farbe blau.

3351

3137

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Dolomit.

Sechs Würfel von 7 cm Kante aus Dolomit.

Grosshettingen bei Metz.

Nennig im Kreise Saarburg Rgsbez. Trier.

3307

Vier Würfel von 5 cm Kante aus einem Stück Dolomit.

Nennig im Kreise Saarburg Rgsbez. Trier.

JO JO JO JO JO JO jo jo jo ^1*^1 ^1^1    ^1 --4 •^Too'Vq    'üi

tocc ^ CO    O IO —1

11 ? IIS Hl

Mit einer offenen Ader.

! Aderreiches Stück, Bruch schief verlaufend.

Der Druck war || zu einer, erst in den Bruchstücken sich zeigenden Schicht.

Färbung gleichmässig bläulich.

Anscheinend || Lager zerdrückt.

Anscheinend _l_ Lager zerdrückt.

Bruch sehr nahe.

Krachen und Absprengen von i Splittern, aber noch kein Bruch. Desgl.

III. Sandsteine.

(509)

10 X 10 cm

Vier Platten von

Grösse u. 4,5 cm Dicke aus rothem Buntsandstein.

Kaiserslautern.

1805

Vier Würfel von 10 cm Kante aus Vogesen-Sand stein, ziemlich grobkörnig.

Landstuhl in der Pfalz.

1911

2468

Drei Würfel von 10 cm Kante ans rothem'V ogesen-Sandstein mit gelben Flecken und deutlichen Lagerstreifen, feinkörnig.

Zwei Würfel von 10 cm Kante aus Sandstein, a) von grauer, b) von gelber Farbe, beide feinkörnig, zu Platten und Schleifsteinen verwendet.

Neustadt a/H.

Dielkirchen im Alsenzthale.

oa'P PjOctp ooo'P

t— 05 CO CO QO O 05 GO t— 05

HHOH Ol O i—i o cococo oT ol cT of cT cd of cof oi oi oi

50 CO CO co^

ofof

CO CO CO 50

O CO 05^0 so" ©'©'©'

SO 50 t— 50 rH

50 O

TfT go"

CO CO

Ifll

792 J_ 738, I

784^

437

405

a und b gröber im Kom als c und d.

Sehr feinkörnig.

Von blassrother Farbe.

Von ähnlicher Farbe.

Von etwas dunklerer Farbe. Gelb gestreift.

Auf dem Lager geschliffen. Auf dem Kopfe geschliffen.

Cd

üt

Nr. im Hauptverzeiclmiss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Urndr. d. Gusseisen -Scheibe

auf

dem

Radius

von

cm

red.auf 49 cm Radius Mittel aus

3 Mess.

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

gr

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

849

u.

850

Zwölf Würfel von 10 cm Kante von grauem Buntsandstein, feinkörnig bis zieml. grobkörnig.

Flonheim (Hessen).

ooo-^icicarfo-ojtNaf—

2484

Vier Würfel von 10 c»* Kante aus weissem Sandstein, ziemlich feinkörnig.

Flonheim (Hessen).

838

2327

2234

2235

2236

2237

3030

Ein Würfel von 11 cm Kante aus rothem, quarzreichem Buntsandstein mit braunen Flecken, feinkörnig.

Ein Würfel von 10 cm Kaute aus weissem Buntsandstein, feinkörnig.

Ein Würfel von 8 cm Kante aus grauem Buntsandstein, feinkörnig.

Ein ebensolcher Würfel aus Buntsandstein, ganz ähnlich dem vorigen.

Ein ebensolcher Würfel aus rothem Buntsandstein, feinkörnig.

Ein ebensolcher Würfel aus rothem Buntsandstein, mit deutlichen, hellen Lagers tr ei fen, feinkörnig.

Sechs Würfel von 6c»i Kaute aus weissem Bun tsandstein, feinkörnig.

Wirtheim bei Gelnhausen.

Eichenbühl (Reistenhausen a. Main.)

Markt Seinsheim bei Reisten -hausen.

Bruch Iphofen bei Reistenhausen.

Bruch Runenberg beiReisten-hausen.

Bruch Mömlingen bei Reistenhausen.

Miltenberg a/M.

C301HHtH(M(MCO(MCOCOCO i-H rH tH CO

©4 ©f ©f ©f ©f ©4 ©4 ©cf ©f ©f ©f ©f ©f ©f ©cf ©f ©cf

520

420

380

430

210

370

370

430

390

380

360

420

308

341

298

314

820

478

-I

Enthält eine blasige Stelle.

Mit deutlichen gelben Lagerstreifen.

Gelblich mit deutlichen Lagerstreifen.

©f

h-*

462

co

|Q

jsa    jo

La    La

ins    cr>

-r

I- I- I- I-

Etwas einseitig zerdrückt.

3031

Sechs Würfel von 7 cm Kante aus gelb-grünem Buntsandstein, feinkörnig.

Desgl.

3032

Sechs Würfel von 7 cm Kaute aus ! Desgl. rothem Buntsandstein, j feinkörnig.

3316

Sechs Würfel von 7 cm Kante aus rothem Buntsandstein, feinkörnig, ganz ähnlich dem vorigen.

Desgl.

3260

Sechs Würfel von 10 cm Kante aus rothem Bun t s a n dste i n, feinkörnig.

Dietenhan bei ‘Wertheim.

2328

Zwei Würfel von 12 cm Kante ausweissem Buntsandstein, sehr feinkörnig.

Freudenberg (Baden).

0*83 Hl® S.O 0*9 Hl » & 5    9 hh, CD O c* 8= Hl ® © O 9    h*-. CD O o* £

tsStO InS INS kB INS InS InO tsS InS tC bO b© InS INS bS t© t© IO t© InS t© InS In© InS IO b© l© bS t\S hS

La'w'bi'oa'oi'os La La 4© io La io La La LaLaLaLa La La Ls La Ls Ls La La lo La La La tf*. t-i -j^^ioiNiios CT50iO<corf*.u<    o ins i—¹¹ ins i—¹¹ «saociascicsoa

702

728

713

618

606

608

CO CO co CO l - CO tD CD CD

630

CT. er,s

905

888

897

876

887

915

945

900

970

860

795

910

1020

930

1000

890

890

885

656

Etwas einseitig zerdrückt.

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

2379 Drei Würfel von 10 cm Kante aus weissem Sandstein mit schwarzen Punkten, feinkörnig.

3364    Zwei Würfel von 10 cm Kante aus

weissem Sandstein, ähnlich dem vorigen.

3365    Zwei Würfel von 10 cm Kante

aus grauem Sandstein, feinkörnig.

3100 Vier Würfel von 10 cm Kante aus weissem Sandstein mit deutlichen, glimmerreichen Lagerschichten, feinkörnig.

1443    Zwei Würfel von 12 cm Kante

aus graugrünem, dunklem, feinkörnigem Sandstein.

1444    Zwei ebensolche Würfel aus gelbem, feiukörnigem Sandstein.

Drei Würfel von 10 cm Kante aus rothbraunem Buntsandstein mit geflammten Lagerstreifen. feinkörnig.

3254 Sechs Würfel von 10 cm Kante aus liellrothem Sandstein mit Thongallen.

2397

3255 Sechs Würfel von 10 cm Kante

rothem Sandstein ohne Thongallen mit duukeln Flecken, feinkörnig.

aus

Fabrikations-

Ort

Bruch Schmachtenberg bei Knetzgau (Hassfurt).

Bruch Schmachtenberg bei Knetzgau (Hassfurt).

Bruch Sand bei Knetzgau (Hassfurt).

Ziegelanger bei Zeil (Schweinfurt).

Langenfeld bei Neustadt a/A.

Desgl.

Maulbronn, a) vom uuteren, b) vom mittleren, c) vom oberen Felsen.

Bruch Felsenberg beiNeckar-gemünd.

Bruch Hammerforst Heidelberg.

bei

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-

Scheibe festig-

auf red. auf keit 49 cm I , Radius *9 Mittel aus

3 Mess.

Druck-

dem

Radius

von

pro

qcm

cm

gr

567

508

501

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

er p

er P & « er¹ p

Ws ® p. o er P

bDJsOJsDJCJsO JnSJnDJnSJnDJnOJsS    JnS J.O jsj> io l\p InSJnS Mi tO M M> to M>

'io'w'io'io'io'io 7-^'o'ic mmc    “to'aa 'i-*'©

QT Ql    ^

530

420

515 I 450; T

hl-

440, || 504; ||

330

400

485

Schief verlaufender Bruch. Poröse, grobkörnige Flecken im Bruch.

Einseitiger Bruch.

_L

500 _L

582

433

540

835

960

960

855

880

715

_L

_L

H-h

Bruch etwas einseitig nach einer thonigen Stelle hin verlaufend.

Lager schärfer ausgesprochen als bei den vorigen u. schief laufend.

Etwas einseitig zerdrückt.

2280

3275

Ein Würfel von lOcmKaute gelbem Buntsaudstein mit dunkelgelben Flecken, ziemlich feinkörnig.

Sechs Würfe] von 10 cm Kante aus rothem Sandstein.

aus

Bei Karlsruhe.

Mutschelbach bei Karlsruhe (Baden).

3276

Sechs Würfel von 10 cm Kante aus rothem Sandstein, feinkörnig.

Berghausen bei Karlsruhe (Baden).

3262

Sechs Würfel von 10 cm Kante aus weissem Sandstein mit gelben Flecken, feinkörnig.

Bruch Schwarzengehren bei Sulzbach im Murgthal.

1943

2549

Vier Würfel von 10 cm Kante aus dunkelrothem, sehr feinkörnigem Sandstein, a und b aus einem alten, c und d aus einem neuen Bruch.

Vier Würfel von 8cm Kante aus rothem Sandstein mit deutlichem Lager, ziemlich grobkörnig.

Dietlingen bei Pforzheim.

Lahr (Baden).

totototo tototsotototo to to to to to to tc to t\s co to 'co'co'V'^h*    io'"to lolssTso'to'ioTso

-q O O <CD C5GOU) O —i Ü* CJ¹ ^ CO CO CO CO    CC> CD ^ ^ CO tO

>990

990

1000

980

945

>1000

>1000

990

890

850

liiis SIISII

674 J_ 733 J_ 637    ||

635 ||

Bruch sehr nahe, kleine Kantenrisse bereits vorhanden.

Anzeichen zum Bruch vorhauden. Anzeichen zum Bruch vorhanden.

Im äusseren Ansehen von den anderen Stücken nicht terscheiden.

zu un-

Urspriinglich ein kleiner Riss in einer Schichte.

38

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

auf red.auf 49 cm Radius Mittel

dem

Radius

von

aus

3 Mess.

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

cm

gr

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

2754

3258

Ein Würfel von 10 cm Kante aus Heimbach (Baden), rothem Sandstein, ganz ähnlich dem vorigen.

Sechs Würfel von 10 cm Kante Boxthal (Baden), aus rothem Sandstein, feinkörnig.

JO

IG

640 I

3259

Sechs Würfel von 10 cm Kante aus grünlichgelbem Sandstein, teinkörnig.

Sulzfepl (Baden).

2073

2074

>i

2075

2076

2167

2184*'

2077

2550

Ein Würfef von 10 cm Kante aus weissem , grobkörnigem K e n-persandstein.

Ein Würfel von 10 cm Kante aus weissem, ziemlich grobkörnigem Keupersandstein.

Drei Würfel von 10 cm Kante aus weissem, ziemlich feinkörnigem Keu persandstein.

Drei Würfel von 10 cm Kante weissem, ziemlich feinkörnigem Keu persandstein.

Zwei Würfel von 10 cm Kante aus weissem, ziemlich grobkörnigem Keupersan dsteiu.

Zwei Würfel von 10cm Kante aus weissem, grobkörnigem K e u-persandstein.

Drei Würfel von 10 cm Kante aus weissem , grobkörnigem K e n-persandstein.

Vier Würfel von 8 cm Kaute rothem Sandstein mit gelben Flecken, ziemlich grobkörnig.

Aich (Württemberg).

Halde in Mkg. Schlaidorf, Oberamt Nürtingen.

Dettenhausen, Oberamt Tübingen.

JO JOJOJOJOJOJO JO JO JO to JO JO 7-*    'oi~io“tolo1o'io

CS Ü* Ot Oi ^1    © CS OS CS CO

iO iO O iO O O lOOßiOOO o -fcoint— (Mos --i cd co in r- oo

GO 0O t— C— t— C— CD CO CO in «O lO co

Etwas einseitig zerdrückt. Desgl.

Etwas einseitig zerdrückt.

aus

aus

Höllstein, Schlaidorf, Oberamt Nürtingen.

Halde in Mkg. Schlaidorf, Oberamt Nürtingen.

Bei Nürtingen.

Mittelstadt, Oberamt Urach.

Kenzingeu (Baden).

er p o er p o o“P

-er p

a, o er p « er p

IO

461

jo to    jo jo jo to jo to io to

—* ►—*    7— io '1— to'i—* ’to io io

CD CU -to CD tO CO toi-'to

^ ^    ^

'—* >—* CT- Ol    Ol

_L

O» Ui

JL

557

537

GO

t— -—i

CO CO

2575 ; Ein Würfel von 10 cm Kante

aus

rothem Sandstein, wie der vorige.

Kenziugen (Baden).

to to to tu to to tu to

8 Yggfg

oi oi oi    co ^ ^

—1 o CT CO CO Ol O CO

u< ex to co :r> o o

hl- l-l-l- l-l-

-I

3261 Sechs Würfel

von 10 cm Kante Bruch Bleichthal, Gemarkg. j aus rothem Sandstein, ziem- j Kenzingeu (Baden), lieh feinkörnig, quarzig.

2552

u.

2553

3504

Zwei Würfel von urspr. 12 cm Kante, auf lOcmverkleinert, aus rothem, feinkörnigem Sandstein.

Sechs Würfel von 8 cm Kante aus Freiburg i/Br. rothem Sandstein, ziemlich feinkörnig.

Lorettoberg bei Freiburg i/B. a) über der Sohle der Merz-hausener Strasse gewonnen, b) unter derselben.

cä.O o « « CS rO

CS £>

CI

2,25

2,28

2,23

2,26

2,24

2,25

2,16 I

2,15

2,35

2,11

2,08

-v| CC -i

Ol Ol z>\ Ul u*

710;

690 I

710

467

447

705

354

346

3506 Zwei Würfel von 10 cm Kante ; Pfalzburg, ans graugrünlichem Sandstein, feinkörnig.

O" P H-, pj

2,36

2,13

2,18

2,125

2,10

679

460

445

600

590

—I—I—=— —I —I —I —I —I ===== —1=

Dunkler als b, mit deutlichen Lagerst reifen.

Heller, mit gelben Flecken.

Feinkörnig, gleichmässig roth mit deutlichen, feinen Lagerstreifen.

Grobkörniger wie der vorige, roth mit bräunlichen, feinen Punkten.

Korn wie beim vorigen, Farbe roth und hellbraun.

Wie Expl. a.

Ganz wie Expl. b.

Farbe gleichmässig hellbraun.

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen -Scheibe

auf

dem

Radius

von

cm

red.auf 49 cm Radius Mittel aus

3 Mess.

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

gr

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

3256

Sechs Würfel von 10 cm Kante aus rothem, sehr feinkörnigem Sandstein, sog. zahmer Stein, ohne Flecken u. dgl.

Bruch auf dem Berge Entegast bei Schopfheim.

i-*> © cp o er p

3257

2617

Sechs Würfel von 10 cm Kaute ans rothem, grobkörnigem stein mit grossen, eingesprengten Kieseln und deutlichen Lagerstreifen, d. v., sog. wilder Stein, hellroth u. weissgeschichtet, grobkörnig.

Zwei Würfel von 8 cm Kante aus weissem Sandstein mit gelben Flecken, feinkörnig.

S and-

heller a.

714 Ein Würfel von 8 cm Kante aus weissem Sandstein, sehr quarzreich, ziemlich grobkörnig.

1922 Zwei Würfel vou 10 cm Kante aus dunkelrothem, fast braunem Sandstein, feinkörnig.

10 cm Kante rothem, sehr feinkörnigem

3283 [Sechs Würfel von aus

S a ndstei n.

2160 Drei Würfel von 10 cm Kante aus gelbem, sehr feinkörnigem Keupersandstein vom Hauptthur me des Ulmer Münsters.

Zwei Würfel vou 10 cm Kante aus dunkelgelbem Keupersandstein vom Hauptthurme des Ulmer Münsters.

Fünf Würfel von 10 cm Kante aus feinkörnigem Keupersandstein, dem Hauptthurme desUlmer Münsters entnommen, und zwar a—c vom grossen Bogen, Ostwand, d u. e vom steinernen Boden.

2072

2176

u.

2177

2182

2320

2321

3020

Zwei Würfel von 10 cm Kante aus weissem, grobkörnigem Keupersandstein vom Hauptthurme des Ulmer Münsters, und zwar vom grossen Bogen, Ostwand.

Zwei Würfel von 10 cm Kante aus Sandstein, weiss, sehr feinkörnig, mit dünnen, gelben Lagerstreifen.

Zwei Würfel von 10 cm Kante aus weissem Keuper Sandstein, ziemlich feinkörnig.

Sechs Würfel von 7 cm Kante aus gel bem Keupersandstein, sehr feinkörnig.

Desgl.

w, © pj © er P

Findlinge aus der Umgegend von Neustadt im Schwarzwald.

Wolterdingen bei Donau-eschingen.

Dürrheim bei Donauescliin-gen.

Donau eschingen.

Donzdorf.

Donzdorf.

Donzdorf.

Oberkirchen (Ulm).

Fischbachthal (Ulm).

Wassertrüdingen.

cj ©

er P

CP © e⁴

o⁴ p co

er p

cS ©

CS © O © <U 'H

<M ■**< rH <M CO CO (MHOlOHffl ©CM HHHHHH <MCO<MCOCO<M CM CM

cm' cm' cm' cm' cm' cm' cm'cm' cm'cm cm'cm"    cm'cm'

580

580

640

560

480

565

635

930

O »O

H—

OO CO

O cn

e» ©

Vou feiuerem Korn als der vorige, i Aehnlich dem vorigen.

|| Desgl.

|| Desgl.

II Desgl.

o o

CO 05

OO 1-

I j Mit dunkleren Lagerstreifen durchzogen.

JnS

o:

© CO

© rH

cm'cm'

-rr © © © r— co co © rti

CM<M<MCM<MCM 05 H    O ©05

cm' cm'cm'cm' <m” cm" t-T cm'    cm' <m't-T

© -rt< <M

I rH <    05

cm' cm' cm'    t-T

ÖO "h* o o o

© 05

cm' cm'

CO CM O ri

CM' cm'

780 _L

316

347

740

700

685

575

590

550

318

611

500

277

263

504

514

456

281

517

214

218

800

348

466

-l-l H-l-l

Sehr deutliche gewellte Lagerstreifen.

H-l- —

I“ l-H-

j Duukelgelb.

Schmutziggelb, bedeutend heller als der vorige.

Graugelb.

! Farbe gelblich.

Farbe gelblich.

Farbe gelblich, etwas einseitig I zerdrückt.

Leicht zerreibbar, mit dunkelgelben und tiefbraunen Schichten durchzogen.

Wie die Stücke a—c.

3083

Vier Würfel von 10 cm Kaute aus blassrothem Keupei;sand-stein, ziemlich grobkörnig.

Nürnberg.

3. C5 o P

r-iH-(05HC- OfflNH 050505000500 r-1 i—» OJ i—t

r-Ti-T t-Tt-Tt-Tt-T cm'cn'cm'cn'

481

479

507

250

2S0

250

226

201

H-l- H-

H-

Etwas einseitig zerdrückt. Ebenso.

40

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

2204 Ein Würfel von 20 cm Kante aus blassrothera Keupersandstein mit deutlichen Lagerstreifen, grobkörnig.

3033 Vier Würfel von 10 und einer (e) von 23 cm Kante aus weissein, grobkörnigem Keupersandstein, sehr locker.

3034 i Vier Würfel vou 10 und einer (e) von 23 cm Kante aus weissein, sehr grobkörnigem Keupersandstein.

3091

3092

3093

2370

2371

3026

Drei Würfel von 15 cm Kante aus weissein Keupersandstein, ziemlich feinkörnig, 1 Jahr lang gelagert.

Drei Würfel von 15cm Kante aus weissem, ziemlich grobkörnigem Keuper.sandstein, 1 Jahr lang gelagert.

Drei Würfel vou 15 cm Kante aus demselben Keupersandstein, bruch feucht.

Ein Würfel von 10 cm Kante aus graugelbem, feinkörnigem Schilfsandstein.

Ein Würfel von 10 cm Kante aus Schilfsandstein von ähnlicher Farbe, ziemlich grobkörnig mit gelben Lagerstreifen.

Sechs Würfel von 7 cm und einer (g) von 12 cm Kante aus gell Keupersandstein, ziemlich grobkörnig.

>em

Fabrikations-

Ort

Burgfarrnbach bei Fürth.

Winkelhaid bei Altdorf.

Desgl.

Röttenbach bei Feucht (Nürnberg).

Desgl.

Desgl.

Oberdachstetten bei Ansbach,

Lichtenau bei Ansbach.

Bamberg.

Exemplar

Spezifisches Gewicht

co

Ol

CCOOW- CD GO CM CD O CO Tfl ^ r-H 1—I r-l r-7 i—C r-T rlrtrtrl CM CM" (M

CD Ol CO

o o o

cm"<m im"

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

Druck-

festig-

auf red.auf 49 cm Radius Radius Mittel von

dem

aus

3 Mess.

keit

kg

pro

qcm

cm

gr

Richtung des Druckes zum Lager

223 I

IO CO 03    1—1

ü’ Ü« 05 -I OJ 03 CO O' COCC 'O CC O tc 0>0' IMOCOCCO 05011-1100

co co

210

Bemerkungen

Etwas einseitig zerdrückt.

Etwas einseitig zerdrückt.

fl O' Ei

to tO bO IO

© 's-'©'© -3 O —3 CD

OiOiO t— Ol CD Ol C-CM <M H CO

U =1-1-

r-T

CO

co cm o co oi cn

CM (M CM CM 7—* i—i r—i

457

384

465

360

325

322

365

H-l-

Etwas einseitiger Bruch.

Richtung zum Lager zweifelhaft.

1539

1545

2366

2367

3408

811

812

Ein Würfel von 13 cm Kante aus grünem Sandstein, ziemlich grobkörnig.

Ein Würfel von 15cm Kante aus dem gleichen Sandstein.

Ein Würfel von 10cm Kante aus hellgrünem Grün-Sandstein, feinkörnig.

Ein Würfel von lOcmKante aus grü

ziemlich feinkörnig.

Sechs Würfel von 7 cm Kante ausgrünem Grün-Sandstein, ziemlich feinkörnig. (Fünf weitere Würfel wurden in ein lebhaftes Steinkohlenfeuer 6 Stunden lang gelegt und zeigten darnach und nach dem Ablöschen bedeutende Risse, abgesprungene Ecken und leichte Zerreiblichkeit mit der Hand.)

Ein Würfel von 9 cm Kante aus löthlichem, ziemlich grobkörnigem Sandstein.

Ein Würfel von 9,5 cm Kante aus dunkelgrünem, sehr dichtem und feinkörnigem Sandstein.

Gegend von Regensburg.

Desgl.

Abbach bei Regensburg.

JO

CM

nein

Grün-Sandstein,

Desgl.

Desgl.

Schwandorf.

Desgl..

JO

to

tH    CO    GO CD

<0    Ol CM    T-l    T—< <0

cm"    t-T cm"    cm"    cm" cm"

125

153

472

308

Ol    CM    C—    OiO

r—    io    cm    cd    co co

CM    t-I    in    co    co CM

-I

_L

310 _L

650 _L

Bruchstucke enthalten einige gelbe Stellen.

Das Stück hat gelbe Lagerstreifen. Gut geschlossenes, glelchmässiges Stück.

Mit gelben Durchgängen, gut geschlossen.

Desgl.

Nr. im Hauptverzeiehniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

auf red. auf 49 cm Radius Radius Mittel aus

3 Mess.

dem

von

cm

gr

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

851

Fünf Würfel von 10cm Kante aus gelbem, grobkörnigem, porösem Sandstein.

Schwandorf.

CD Pa O CT

2368

1516

914

Ein Würfel von 10 cm Kante aus hellgelbem, grobkörnigem, porösem Sandstein.

Zwei Würfel von 14 cm Kante aus gelbem, ziemlich grobkörnigem Sand stein.

Zwölf Würfel von 10cm Kante aus 6 Prismen a—f von grau-weissem, ziemlich feinkörnigem San dst e in.

Boden wöhr.

co

ovco^oqoq co

—4 r-T r—T r-T

160

130

120

_H_|_ —|

Saugast (Oberpfalz).

Hartmannsreuth bei Bayreuth.

cS &

CD

Ol t-H    I i—l i-H

O O    CO H-*.    <X>

C31    -4    ^ CH

1361

2836

3235

2578

3503

Drei Würfel von 10 cm Kante aus Sandstein, a) ziemlich grobkörnig, weiss, ins Grünliche spielend, b) gelb, grobkörniger, c) roth, gefleckt, grobkörnig.

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus grünlichem Sandstein mit gelben Lagerstreifen, ziemlich feinkörnig.

Ein Würfel von 6 cm Kante aus grauem, dichtem, feinkörnigem Sandstein.

Zwei Würfel von 8 cm Kante aus Sandstein.

Vier Würfel von 9 cm Kante, aus einem grösseren Sandsteinwürfel herausgearbeitet, braun-röthlich, feinkörnig.

Trebgast bei Bayreuth.

Bayreuth.

CS Xi

iß ^ 02 02

to tO tO    02 O0    02    02 02 02 £»- 02 02    02    02    K5 IO>

~-l 02 tO    02 02    cn    üi.    -C| -.1 -o 02 —J    ZD    fL    O' tNO

0005    ’J'    O    02 02 O M 02 O    03    Ü5    OO

CO t— O OO CO <M

I—i—I—I—I—I— H—

H-

Bruch etwas einseitig.

L.

Triebendorf bei Wiesau.

Oberbrend bei Neustadt.

Neustadt a/KC.

ce jo cä o ß

of

3278

Sechs Würfel von 7 cm Kante aus weissem Sandstein, feinkörnig.

Rossitz.

3279

Sechs Würfel von 7 cm Kante aus demselben Sandstein, grobkörniger als der vorige, mit braungelben Lagerstreifen.

Rossitz.

3280

Sechs Würfel von 7 cm Kante aus demselben Sandstein.

Rossitz.

2673

2674

Drei Würfel von 6 cm Kante aus gelblichem, ziemlich grobkörnigem Kohlensandstein.

Drei Wiirfel von 6 cm Kante aus bläulichem, sehr quarzreichem, sehr grobkörnigem Kohlen-Sa n d st ein.

Rheinpreussen.

Desgl.

C3 JO O CS X> «

in iiiiti miss mm ms ss $

<31

O'

iß iß iß iß iß iß iß iß iß iß iß iß

jJ2 02 02    —JJjSJOS

Os'bo'cß

1610

780

1120

199

188

183

182

885

780

890

955

920

855

790

880

820

815 :

750

825

1145

1070

980

1050

1890

1570

1540

1710

1670

1680

Grobkörnig, quarzig, röthl. Farbe. Korn etwas feiner; Farbe weiss.

Gleichmässig weiss.

Mit gelben Lagerstreifen.

Wie Exemplar a.

Farbe und Aussehen wie bei a u. c. Desgl.

Desgl.

Etwas einseitig zerdrückt.

Etwas einseitig zerdrückt.

Kein Unterschied im Aussehen gegen die vorigen.

. Sehr grobkörnig.

Feinkörnig.

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-

Scheibe festig-

auf red. auf' heit 49 cm | Radius Mittel aus

3 Mess. Qcm

Druck-

dem

Radius

von

cm

gr

kg

pro

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

2683

Sechs Würfel von 6 cm Kante j Hespenthal bei Werden a/R. aus Kohlensandstein von verschiedenen Bänken desselben Bruches und verschieden an Korn und Farbe.

» ao cp

t- CD 00 GO Tfl CD lO lO iC lO lO

<of of cd ca cT of

Ol OJT <01 cd CD CD Oi CD CD CD CD CD

cc_ co c- co co_ cs_ i A co cd' co t'-' d

1700

1440

1550

920

1280,

1550

Gelb, feinkörnig.

Desgl. etwas dunkler.

Blau, feinkörnig.

Grau, feinkörnig, sandig.

Grau und gelb gesprenkelt, grobkörnig, quarzreich.

Blau, grobkörnig, etwas gröber als der vorige, quarzreich.

2664

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus Kohlensandstein, blau, ziemlich feinkörnig.

Kupferdreh.

2684

Sechs Würfel von 6 cm Kaute aus bläulichem, gesprenkeltem, feinkörnigem Kohlensandstein.

Kupferdreh.

2687

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus bläulichem, gesprenkeltem, ziemlich grobkörnigem Koli-1 ensan dstein.

Bei Essen.

H, (3 & O c SS    33.0 C <0    M,® ClO

2933

Zehn Würfel von 6 cm Kante aus grauem Köhlens and stein , ziemlich feinkörnig.

Haus Schede bei Wetter a/Ruhr.

2961

Sechs Würfel von 5 cm Kante aus gelblichem,gesprenkeltem R uhr-kohlensandstein, ziemlich grobkörnig.

Westhofen a/Ruhr, mittlere Bänke.

C3 PO 0X3 O S-i

3176

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus einem grösseren Stück Kohlensandstein, bläulich, ziemlich grobkörnig.

Altenbochum.

rt D 0X3 O Sh

3231

Acht Würfel von 5 cm Kante aus Kohlensandstein, grünlichgelb, ziemlich feinkörnig.

Altenbochum.

3481

Sechs Würfel von 6 cm Kante j Isenberg bei Hattingen

a/Ruhr.

aus blauem Ruhrkohlensandstein, ziemlich grobkörnig.

CJ JO O XJ 4)

3468

Sechs Würfel von 6 cm Kante aus blauem, gelb gesprenkeltem, ziemlich grobkörnigem Kohlensandstein.

Amt Herbede.

tO IO    tO IO tO lO IO IO IO tO tO IO lOtOtOtOlOIOlOIO    tO IO IO IO IO IO    tO IO IO IO IO IO IO    IO tO IO IO IO tO IO tO IO IO    tO    IO IO IO IO IO IO IO    IO tO IO IO IO IO tO IO IO

■g g'cg'cg ^ f?- g;^ ]2lo*§ SIoId    S    ^    ~cd    S S ^ l»§o    Ir l^lcl^loSlS

cd

üi gl CD O» O» Ü» CD g* CD OJ CD CD gi g* g»    g' o O O ^ O    ^ ^ CD O* CD CD CD CD CD CD CD CD g ooo^o oo^oo o oooooo

JX> CD CX) CD CX) CC    OSO» CS 03!05 0< CDjX>JX>    «£>_«£> 0_CC 00 joHOOpS HOCO JXSJSOpI    40 © CD © CO <30 GO^-1    -1    GS -IjDS CS JOS    pIplO» jXpl    -1 jOS pl JJ» jfc-

Tp- UiAUc:    ~©*co ~to 1—¹A "co La To    © 7—^ho Uf cd o ö o> cd csFo Tt*. ~bs -i ~ko ©“cs    Lo ~cs ~o» 'b» ~cx> 7p» "cs Tf». ec oo "©    wb'toc'b'    To    b» b< i-¹    to ►£» co

1890 1940' || 1840: || 1870! _L 1760 I

1870

1670

1620

1600

1610

1570

1700

1640

1600

1600:

1700, |

20601 T

1360    ‘

1590

Lager verworfen und nicht zu erkennen,

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Feinkörniger als e und f.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Etw as gröber im Korn, von gelblicher Farbe.

Desgl.

Jedes der Probestücke wurde je einmal aut dem Lager und zweimal auf dem Haupt geschliffen, ohne dass jedoch ein Unterschied in der Abnützung bemerkt werden konnte.

1890;

1900

1810

1220

1080

1290

1230

1130

1230

1280

1280

1270

1200

1330

1320

1860

1690

1420

1430

1420

1350

1670

1640

1990

>2460

2030

>2520

2050

2430

-H-l

_L

1230 1150 _L 1310 J_ 1110 ||

970

1050

Bruch sehr nahe.

Anzeichen zum Bruch vorhanden.

Lager nur schwer zu erkennen; z. Th. auf dem Lager, z. Th. auf dem Haupt geschliffen, ohne dass ein Unterschied bemerkbar.

Bei Exemplar b ist der Bruch etwas einseitig

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fun d-

Material

oder

und

P robestücke

Fabrikation s-

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-

Scheibe festig-

auf red.aufj keit 49 cm

Radius k9 Mittel aus

3 Mess.

Druck-

dem

Radius

von

pro

qcm

cm

gr

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

2161

Zwei Wüifel von 10cm Kante aus blauem, feinkörnigem M o-lassensandstein vomHaupt-thurme des Ulmer Münsters und zwar a) von Inuen, b) von Aussen.

Rorschach (Sclrweiz).

er

JsSJSD

lo'ai

CD -I

744 JL 296 J_

Lautlos zerdrückt; Farbe etwas dunkler als beim vorigen.

2172 : Sieben Würfel von 10 cm Kante bis j 2175

aus feinkörnigem Molassen-Sandstein, dem Haupttkurme des Ulmer Münsters entnom-und zwar a und b vom

Rorschach (Schweiz).

er

men,

grossen Bogen, Ostwand, c und d aus dem steinernen Boden aussen (nicht au der Wetterseite) , e am Martinsfenster, Wetterseite, f und g

aussen

vom steinernen Boden, innen.

ao t— o co 03 .ß cf cf cf

363; _L

324

571 _L

2202

Zwei Würfel von 12 und 7 cm Kante aus grauem, feinkörnigem Molassensandstein.

Sulz am Peissenberg.

O" 8= CTQ w» DO.

2,42

2,28

2,54

2,57

2,48

2,33

587

276

729

830

544 J_ 322: ||

Lautlos, etwas einseitig zerdrückt, grüne Farbe.

Lautlos, gleichmässig zerdrückt, grünliche Farbe.

Farbe grünlich, etwas heller als beim vorigen.

Desgl.

Lautlos zerdrückt; Farbe ins Grane.

Farbe heller als beim vorigen.

Desgl.

3074 Zwei Würfel von 6 cm Kante aus

j Grauwacke.

Sulzbach (Obereisass).

2,69*

2,75*

Ü» Ql

b-L    h-L

JnD    o

Ad V

>2700

>2850;

Bei 1500at erstes Krachen, bei 2560 at stärkeres Krachen. Anzeichen zum Bruch vorhanden, doch derselbe nicht vollständig erreicht.

3075 Zw⁷ei Würfel von 6 cm Kaute aus Grauwacke.

Bruch Rain bei Moosch (Obereisass).

er p

2,755*

2,755*

3076    Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Kaltenbach bei Thann, i Grauwacke.

3077    Zwei Würfel von 6cm Kante aus Burbach.

Grauwacke.

3078    Zwei Würfel von 6 cm Kaute aus j Buchberg bei Aue (Ober-Grauwacke.

Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Sulz (Obereisass). Grauwacke.

3106    Zwei Würfel von 6 cm Kante aus

Grauwacke.

3107    Zwei Würfel von 6 cm Kante

Grauwacke.

3109 Zwei Würfel von 6 cm Kante aus G r a u w a c k e.

3111 Zwei Würfel von 6cm Kante aus Grauwacke,

elsass).

3082

aus

Barembacher Wald b. Schin-neck.

Fromont (Obereisass).

Falkenstein, Gemeinde Grendelbruch (Obereisass).

Pont du Bas (Obereisass).

er

2,64*

2,645*

2,62*

2,62*

2,65*

2,65*

2,63*

2,63*

2,68*

2,64*

2,74*

2,685*

2,84

2,82*

2,82

2,79

8112    ¹ Zwei Würfel von 6cm Kante aus

Grauwacke.

8113    Zwei Würfel von 6 cm Kante aus

Grauwacke.

3129 Zwei Würfel von 6 cm Kante aus Grauwacke.

Wackenbach (Oberelsass).

Wisch (Oberelsass).

Bruch am Fusse des grossen Donon.

er p er p er p

cd cd cc cc ma

02 tO TD — I CD CD * Ol O' O' *    *

•* * *

er cn cn cm o* o* ui ü’üi ü'ü< ü'ü» ü'O’    ü’O»    o* <c*

M

o o

oi7-i

lOC^    OO, C^C^ CO_CD CO-^ ©J—_ t-

co tjT cfo" cfcf rjTia cd" <xf co"af cd'cd" 02    cm

i—IrHr-lr-*    rH-rHl—It—I    I

CO 05 Ttl 1— HS5 cf CO

t— go io eo

rH rH rH tH

2640

>2730

2230

2450

2180

2230

2300

2330

1900

1930

2310

2150

2050

>2570

>3000

2930

>2750

>2430

2080

2110

2480

2380

2070;

1430

Nur schwaches Knistern und Absprengen dünner Plättchen.

Bruch sofort zu erwarten. Anzeichen zum Bruch vorhanden.

100 t werden noch gut getragen, nur schwaches Knistern. Anzeichen zum nahen Bruch vorhanden.

Stark zersplittert, aderreich.

Sehr aderreich mit starken tho-nigen Durchgängen; sehr zersplittert.

IV. Coiigloinerate und Tuffe.

1508 Ein Würfel vou 13—14 cm Kante I aus Nagel fl uh mit schlechtem Bindemittel und vielfältig offenem I.ager, kann nur in kleinen Dimensionen gebrochen werden.

Grafing bei München.

120

44

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d, Gusseisen-

Scheibe festig-

auf red.auf keit 49 cm i 7 Radiusj kg Mittel aus .

3 Mess.¹ Vcm

Druck-

dem

Radius

von

cm

gr

pro

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

1509

1511

743

Ein Würfel von 12—13 cm Kante aus Nagelflub mit gutem Bindemittel, groben Kieseln und' festgeschlossenen Lagern.

Ein Würfel von 12—13 cm Kante aus Nagelfluh, gut geschlossen, in grossen Dimensionen zu brechen.

Drei Würfel von 7,5 cm Kante aus Tuffstein.

Höllriegelskreuth bei München.

Brannenburg.

Nähe von München.

335

140

1499

2420

Drei Würfel von 10 cm Kante aus Tuffstein.

Pfeilern der alten Ludwigsbrücke in München.

Drei Würfel von 10 cm Kante aus Tuffstein.

Nähe von München.

Aus den

cs rQ « c3 .O CI

180

99

320

145

145

235

—I—1_

Yon dichterem Gefüge als die beiden vorigen Probestücke.

Paterzell bei Wessobrunn.

2422

2525

Zwei Würfel von 20cm Kante aus Tuffstein.

Zwei Würfel von 15 cm Kante aus Tuffstein.

Paterzell bei Wessobrunn.

Bei Weilheim.

er p o⁴ P cs eff p

ca cr> cr> coh co ca cqcqcq t^oo

l-H rH rH tH t—* H rH

91

83

46

135

143

49

61

2568

2569

'Zwei Würfel von 10 cm Kante aus Tuffstein.

Fünf Würfel von 10 cm Kaute aus Tuffstein.

Bei München.

Bei München.

Pj O C⁴ » O⁴ P

2162

2178

u.

2179

Drei Würfel von 10 cm Kante aus Tuffstein vom Hauptthurme des Ulruer Münsters.

Sechs Würfel von 10 cm Kante aus Tuffstein, dem Haupt-thurme des Ulmer Münsters entnommen, und zwar a—c dem steinernen Boden, d—f dem Glockenhaus.

tJH CO O CO CO    O    H g CO O o S ? t" P 1°

cLcL (N Ca Ca    Ca    (M H H H r-IHHrtHrl

390

150

546

203

243

681

201

107

86

121

105

113

44

145

94

125

H-

Einseitig zerdrückt in Folge einer sehr weichen Schichte.

Etwas gleichmässiger zerdrückt als der vorige.

Gut geschlossenes Stück.

Porös.

Dicht, gut geschlossen.

Nass, mit lockeren Lagerschichten.

Ebenso, doch etwas weniger ungleich geschichtet.

Aehnlich wie a, etwas heller in Farbe.

Aehnlich wie b.

Lautlos zerdrückt.

Bruch erfolgt langsam, von einer Druckfläche ausgehend, wo der Stein morsch und verwittert ist.

V, Gebrannte künstliche Steine.

CD    CO CO

O    CO • -<1

Vier Ziegelsteine vom Format 28,5 X 13 X 6,5cm, a und b Handschlag, c und d Maschinen-steiue.

Fünf Stück hart gebrannte, von Deutschen geschlagene Z i e-gelsteine vom Format 29 X 13 X 6,5 cm.

München 1876.

München 1877.

124

97

140

153

133

130

128

130

128

Die ganzen Steine zw. Mörtelbändern aus Cement auf ihren Breitseiten zerdrückt.

Desgl.

961

962

Füuf Stück weich gebrannte, Deutschen geschlagene Ziegelsteine vom Format 29X13 X 3,5 cm, aus derselben Masse wie d. v.

Fünf Stück hart gebranute, von Italienern geschlagene Ziegelsteine vom Format 28 X 13 X 6,5 cm.

von

Desgl.

Desgl.

102

103

108

87

110

146

149

161

132

Desgl.

Desgl.

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Urndr. d. Gusseisen-

Scheibe festig-

auf red.auf 49 cm

Radius ^U Mittel aus

3 Mess. 2c,n gr.

Druck-

keit

dem

Radius

von

pro

cm

Richtung des Druckes zum Lager

es

O)

a>

ES

cs

erp

CS

963

Fünf Stück weich gebrannte, von München 1877 aus derselben Italienern geschlagene Ziegelsteine vom Format 29 X 13 X 6,5 cm.

Masse wie die vorigen.

965

Fünf Stück hart gebrannte Ma- Desgl. schinenziegel vom Formut 29 X 13,5 X 6,3 cm.

964

Fünf Stück weich gebrannte Desgl. M asc hi n enz i egei vom For

mat 29 X 13,5 X 6,5 cm.

3003

Sieben Ziegelsteine, sog. ganze München 1886    (Aktien-

Hohlverblender, gelb, vom Format 30 X 15 X 7,5 cm, mit je zwei Längslöchern von 4,2 X 3,4 cm Querschnitt.

Ziegelei).

3004

Sieben Ziegelsteine, sog. gelbe Desgl. Viertelshohlverblender, vom Format 15 X 7,5 X 7,5, mit je einem Längsloch von 3,5 X 3,2 cm Querschnitt.

3005

3006

Sechs gelbe, vertikal gelochte Desgl. Hohlverblender vom Format 22,5 X 14,0 X &cm mit je 6 in 2 Reihen angeordneten Löchern von 2,3 X 2,3 cm Querschnitt in der Dickerichtung.

Vier Stück gelbe Voll steine Desgl. vom Formate 22 X 14,5X7,2 cm.

3007

3008

3009

Fünf Stück rotlie, längsgelochte Desgl. Hohl verblender vom Format 15 x 15 X 7,5 cm, mit je

zwei Längslöchern von 4,2 X 3,0 cm Querschnitt.

Fünf Stück rothe, vertikal ge- Desgl. lochte Hohlverblender vom Format 23,5 X 15,4 X 7,4 mit je 4 in 2 Reihen angeordneten Löchern in der Dickerichtung mit 2,5 X 2,5cm Querschnitt.

Fünf Stück rothe Vollsteine Desgl. vom Format 23,5 X 15,4 X 7,4 cm.

# & o tfs ct> ca « er P ca « a⁴ P h,    p K H, ® & n o¹ P ir h, p, o o¹ » <n ca o o⁴ P a o c" 9    « ao o¹»

59

103

66

Die ganzen Steine zw. Mörtelbändern aus Cement auf ihren Breitseiten zerdrückt.

101

55

255

217

184

242

255

141

160

130

146

161

77

70

78

85

85

20

26

87

122

80

79

86

35

39

191

173

165

175

172

191

183

190

200

206

90

94

88

80

82

194

200

^ CD CO CT- CO L-

r—< tH t—H

Desgl.

Einseitig zerdrückt.

Die ganzen Steine zw. Mörtel-bäudern aus Cement auf ihren Breitseiten zerdrückt.

Die ganzen Steine zwischen Ce-mentmörtelbändern; f und g excentrisch eingespannt, so dass die Druckachse durch ein Paar Längskanten geht, a und b nach 25 maligem Gefrieren geprüft.

Alles wie vorhin.

Die ganzen Steine zwischen Ce-mentmörtelbändern, c etwas einseitig zerdrückt.

Die ganzen Steine zwischen Ce-mentmörtelbändern zerdrückt, a und b etwas einseitig.

Die ganzen Steine zwischen Ce-mentmörtelbändern, b und c etwas einseitig zerdrückt.

Die ganzen Steine zwischen Ce-mentmörtelbänderu, a—c etwas einseitig zerdrückt.

3403

Zehn Stück Mauerziegel vom Format 29 X 14 X 6 cm, a—e von liellrother, f—k von dun-kelrother Farbe.

München 1888.

O CO CO (M CD T-H f-H o O    lO

<M CM CM CM CM

107

Die ganzen Steine zwischen Ce-mentmörtelbändern, e etwas einseitig zerdrückt.

ca n

67

42

59

100

ET are?

158

139

105

?r

102

Bruch    und    Bilduug    der    ersten

Risse fallen zusammen.

Dunkler von Farbe; bei 65at die ersten Risse.

Bei 50 at die ersten Risse.

Bruch    und    Bildung    der    ersten

Risse fallen zusammen.

Desgl.

Bruch    und    Bilduug    der    ersten

Risse fallen zusammen.

Bei 145 at die ersten Risse. Desgl. bei 120at.

Bruch    und    Bildung    der    ersten

Risse fallen zusammen.

Bei 95 at die ersten Risse.

46

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

Druck

festig

keit

auf red.auf 49 cm

Radius ty Mittel aus

3 Mess. 2cm

dem

Radius

von

pro

cm

gr.

Richtung des Druckes zum Lager

Bern erklingen

925

Zwei Vollsteine vom Format 30 X 15 X 6 cm (a und b) und zwei Hohlsteine vom Format 27 X 13X6 cm mit 2 Längslöchern von 3 X 4cm Querschnitt.

G. Lindner in Kolbermoor 1876.

O ^    r— io

Ci    CO (M

T—<

2232

2233

Vier Ziegelsteine vom Format 30 X 14 X 7 cm, gewöhnliche Qualität; die ganzen Steine zwischen Mörtelbändern auf ihren Breitseiten zerdrückt. '

Vier Ziegelsteine von gleichem Format, bessere Qualität; ebenso zerdrückt.

Ingolstadt 1882.

Desgl.

^ CO iC o Gl CO CC ^

rH t-H

j Gelblich.

Roth, einseitig zerdrückt, geschichtete Struktur.

Sämmtl. 4 Steine im Ganzen zw. Mörtelbändern aus reinem Ce-ment auf ihren Breitseiten zerdrückt.

Roth und gelb geflammt.

Desgl.

| Desgl.

Farbe gleichmässig blassroth.

158

142

136

182

3417

Sechs Mauerziegel vom Format 29,5 X 14,5 X 7 cm, hellroth.

Ingolstadt 1888.

lO H (Ol —^ Gl Gl Gl CO

05

CD

3418

Sechs Mauerziegel vom Format 29,5 X 14,5 X 7 cm, hellroth.

Desgl.

*-*5 cd Oj o er p

ID Gl O ^ CC CO GO CO 1- Gl ZD ID CO ID CO iO

3419 Sechs Mauerziegel vom Format 28,5 X 13,5 X 7 cm, hartgebrannt, von dunkelrother Farbe.

Desgl.

CO

t-

Ol

t - CO ¹ 1—< CM

3420 ¹ Sechs Mauerziegel vom Format 29,5 X 14 X 7 cm von rother Farbe.

Desgl.

ci co

132

73

1962    ' Zwei Ziegelsteine vom For

mat 30 X 15 X 6,5 cm von hell-rother Farbe.

1963 Zwei Ziegelsteine vom Format 29 X 14 X 6,5cm von dun

kelrother Farbe.

1964    | Zwei Ziegelsteine vom For

rnat 29 X 14 X 6,5 cm von dunkelrother Farbe, nacbgepresst.

2566 Drei Ziegelsteine vom Format 25 X 12 X 6,5 cm von hell-rother Farbe, die ganzen Steine mit Cementmörtelbändern auf ihren Breitseiten zerdrückt.

Drei desgl. von gelber Farbe, ebenso geprüft.

Kegensburg 1881.

Ergolsbach 1881.

Desgl.

Schwandorf 1884.

2567

Desgl.

o“ p >-h, ct>

ci £>

ci £d

c3 £i O

96

107

CO cc CO T#<

1-H t-H

210

207

206

210

CO o o

CO Gl CO

CO

QCIO

—I T—1

o, to

Hellroth, fleckig.

Farbe ähnlich, jedoch mit mehr gelblichen Flecken u. Flammen.

Farbe wie beim vorigen.

Farbe dunkler mit denselben Flecken, offenbar stärker gebrannt.

Bei 90 at die ersten Risse.

,, 85,,    ,,

90

«.'V/ ^

Bilduug der ersten Risse und Bruch fallen zusammen; enthält grosse gelbe Theile.

Bildung der ersten Risse und Bruch fallen zusammen, i Bei 90 at die ersten Risse.

Bei 50at die ersten Risse.

Desgl.

Desgl. bei 80at.

Desgl. bei 60 at.

Desgl. bei 70 at.

Bruch und Bildung der ersten Risse fallen zusammen.

Bei 200 at Bildung der ersten Risse, j Desgl. bei 225 at.

Bei 170af Abblätterungen und Knistern.

Bei 160«£ die ersten Risse.

Desgl. bei 145 at.

Desgl. bei 185 at.

\ Bei 65 at die ersten Risse.

I Bruch und Bildung der ersten ; Risse fallen zusammen.

I Bei 120 at die ersten Risse.

Bruch und Bildung der ersten Risse fallen zusammen.

Desgl.

Bei 95 at Bildung der ersten Risse.

Die ganzen Steine zwischen Cementmörtelbändern auf ihren Breitseiten.

Desgl.

Desgl.

Bruchstücke sandig. Desgl.

Desgl.

Bruchstücke sandig. Desgl.

Desgl.

11

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

2245 Vier Ziegelsteine vom Format 27 X 13,5 X 6,5 cm, Handschlag, zwischen Mörtelbändern auf ihren Breitseiten zerdrückt.

2246

Vier Ziegelsteine vom Format 28 X 13,5X6,5cm, Maschinensteine, ebenso zerdrückt.

Fabrikations-

Ort

Amberg 1882.

Desgl.

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen -Scheibe

auf

dem

Radius

von

red. auf 49 cm Radius Mittel aus

3 Mess.

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

cm

gr

Richtung des Druckes zum Lager

146

179

Bemerkungen

a. a er p & o

135

>280

255

200

184

255

2224

Zwei Ziegelsteine vom Format

28,5 X 13,5 X 6,5 cm.

Vach bei Nürnberg 1882.

U⁴ P

ia © CO CM CM

1480

Fünf Stück Mauerziegel vom Format 28 X 14 X 6 cm, Ma-schinensteiue.

Bayreuth 1877.

168

165

Farbe etwas dunkler als beim vorigen.

Farbe etwas heiler als bei a.

Farbe dunkelroth.

Farbe ähnlich wie bei 2245c.

Farbe ziemlich hellroth.

Desgl.

Farbe etwas dunkler als bei den vorigen.

Die ganzen Steine zw. Mörtelbändern aus Cemeut auf ihren Breitseiten zerdrückt.

Ebenso geprüft.

178

182

178

1481

Fünf Stück Mauerziegel vom gleichen Format, Handschlag.

Desgl.

HOiOON CM © CO (M CM H T—I r—I 1—1 I

Desgl.

1482

Fünf Stück Mauerziegel vom gleichen Format, Maschinen-steine.

Desgl.

127

127

176

165

186

Desgl.

1604

2399

2472

2473

Zwei Ziegelsteine vom Format 25 X 12 X 7 cm.

Ein Ziegelstein vom Format 25 X 12 X 6, auf den Breitseiten mitCementmörtelbändern versehen.

Zwei Ziegslsteine vom Format 25 X 12 X 6, auf den Breitseiten mit Cementmörtel-bändern versehen.

Zwei Ziegelsteine vom gleichen Format, ebenso geprüft.

Sachsen 1878.

Meiningen 1884.

Kissingen 1884.

Desgl.

es ja

197

267

168

98

93

259

306

Desgl.

Bei 83 at die ersten Sprünge.

Sehr porös und grobkörnig, Farbe hellroth, gelblich.

Bruch wie beim vorigen, Farbe etwas heller.

Bruch dicht, ziemlich feinkörnig, erdig aber scharfkantig, Farbe dunkelroth mit kleinen gelben Punkten.

Dunkler wie der vorige.

2474

2547

2623

2624

2837

Zwei Ziegelsteine, a vom Format 29 X 14,5 X 6,5 cm, b vom Format 25 X 12 X 6 cm, ebenso geprüft.

Zwei ZiegelsPeine vom Format 26 X 12,5 X 7 cm, Hohlsteine mit 2 Längslöchern mit sechseckigem Querschnitt von 1,8cm Durchmesser; mit Ce-mentmörtelbändern auf ihren Breitseiten geprüft.

Drei Ziegelsteine vom Format 29 X 11 X 6 cm von rother Farbe, zwischen Cementmörtel-bändern auf ihren Breitseiten.

Zwei Ziegelsteine vom Format

25 X 12 X 6,5 cm von gelber Farbe, ebenso geprüft.

Sechs Ziegelsteine vom Format 27 X 13,5 X 6,5 cm.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Kissingen 1885.

o er p

cs ,d

CS Ü 13 0> '♦H

>238

267

155

120

160

138

143

32

29

137

155

202

170

CM Ol CD ^

T-t T-l

Bruch wie bei 2473a, Farbe etwas heller roth mit wenigen gelben Punkten.

Bei 110af Risse in der einen, nur 2,2 cm starken Wand.

Bei 77 at Risse an derselben Stelle.

Hellroth.

Etwas heller. Wie der vorige.

Die ganzen Ziegel zwischen Mörtelbändern aus Poi tland-Cement zerdrückt, a etwas einseitig

48

Nr. im Hauptverzeichuiss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 ümdr. d. Gusseisen-Scheibe

auf

dem

Radius

von

red.auf 49 cm Radius Mittel aus -3 Mess.

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

cm

gr

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

2960

Zwei Ziegelsteine vom Format 25 X 12 X 6 cm•

Kissingen 1886.

327

356

716

Zwölf Ziegelsteine vom Format 24 X 12 X 6 cm.

Frankfurt a./M. 1875.

76

66

86

104

135

128

185

135

180

O *"H (M rH rH t—I

142

142

163

Die ganzen Steine zwischen Mörtelbändern aus Cementmörtel zerdrückt; b mit 100t nicht vollständig, aber nahezu.

Die ganzen Steine zw. Mörtelbändern aus Gement auf ihrer Breitseite zerdrückt; No. 1 und 2 hellroth, Nr. 3 und 4 roth, No. 5 dunkelroth, No. 6, 8 und 10 bräunlich, No. 9 gelb, No. 11 und 12 sehr hart gebrannt; bei den letzteren werden die Mörtelbänder früher zerdrückt als die Steine und ist der Bruch nicht normal.

1959 Sechs Ziegel stei ne vom Format 25,5 X 12,5 X 6,5 cm zwischen Mörtelbändern aus Cement.

Speyer 1881.

150

160

200

165

250

150

2279

Vier Ziegelsteine vom Format 25 X 12 X 6 cm, die ganzen Steine zwischen Mörtelbändern aus Cement.

Speyer 1882.

180

167

Hellgelb, mit blassrothem Anflug im Iunern.

Gelb, mit blassrothem Anflug im Innern.

Von etwas dunklerer Farbe. Farbe wie bei b.

Hellgelb.

Desgl.

Farbe gelb.

Ebenso.

Etwas einseitig zerdrückt, Farbe röthlicli gelb.

3387

Zehn Backsteine, sog. Zehnlochsteine, vom Format 25 X 12 X 6,5cm, mit 10 in der Dickerichtung laufenden Löchern von 1 cm Durchmesser.

Speyer 1888.

cS

226

242

trc«; a G. o

329

290

292

266

239

260

274

300

3396

3397

3427

3483

1533

3368

Zwei Mauerziegel, sog. Zeh n-lochsteine, vom Format 24,5 X 11,5 X 0 cm mit 10 in der Dickelichtung verlaufenden Löchern von 1 cm Durchmesser.

Zwei Mauerziegel, Vollsteine, vom Format 25 X 11,5 X 6,5cm,

hart gebrannt, gelb.

Drei Backsteine vom Format 25 X 12 X 6,5 cm mit je 4 Löchern iu der Dickerichtung von 2 X 2cm Querschnitt.

Zwei Mauerziegel vom Format 25 X 12 X 6,3 cm mit 10 in der Dickerichtung laufenden Löchern von ca. 14 mm Durchmesser; Farbe gelb.

Drei Gewölbziegel aus geschlemmten Thon vom Format 25 X 12 X 6 bis 7 cm.

Sechs Mauerziegel vom Format 25 X H,5 X 6,5cm von gelber Farbe.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Ludwigshafen 1888.

Beim Bau der Rheinbrücke bei Germersheim verwendet (1878).

Germersheim 1888.

CT* ES

c: ,o

ss o o* ss

® (SO    O eT SS

iO o

CO CO CM CM

309

253

222

234

198

324

281

120

120

127

101

73

76

67

Bei 170 cd die ersten Risse.

Bei 175Risschen und Abblätterungen.

Bei 200at die ersten Risse. Desgl. bei 195 at.

Desgl. bei 230 at.

Desgl. bei 225 at.

Desgl. bei 200aMi. Abblätterungen. Desgl. bei 225 at.

Bei 195 at Abblätterungen.

Ohne vorherige Anzeichen plötzlich zerdrückt.

Ohne Voranzeichen zerdrückt. Desgl.

Bei 295 at die ersten Risse.

Bruch und Bildung der ersten Risse fallen zusammen.

Bei 200 at Bildung der ersten Risse.

Desgl. bei 210 at.

Desgl. bei 170a£.

Bei 210 at die ersten feinen Risse, bei 210atstärkere; Farbe gleich-massig gelb.

Bei 220at die ersten Risse; Farbe im Innern etwas röthlich.

Die ganzen Steine zerdrückt zwischen Mörtelbändern aus Gement.

Bruch ohne Voranzeichen.

Bei 70at Rissbildung.

Bruch ohne Voranzeichen.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

auf dem Badius

von

cm

red. auf 49 cm Radius Mittel aus

3 Mess.

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

gr

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

2919

u.

2920

1942

Zwei Ziegelsteine vom Format 25 X 12 X 7 cm, a hart, b mittelhart gebrannt.

Sechs Ziegelsteine, a—d zwischen 17 Tage alten Cement-mörtelbändern, e und f zwischen 63 Tage alten Luftmörtelbändern , aus 1 Theil Luftkalk und 3 Theilen desselben Sandes, wie er beim Gewölbbau verwendet wurde, bestehend.

Mittelbexbach in der Pfalz 1882.

Aus einem, 63 Tage nach der Erbauung in Grünwinkel bei Karlsruhe ein-gestürztem Gewölbe und zwar nächst dem Widerlager des stehengebliebenen Gewölbtheils entnommen (1881).

er p

145

103

48

41

68

48

28

29

1942

Ein Stück Ziegelstein zwischen 17 Tage alten Mörtelbändern aus Cement.

1942

Zwei Ziegelsteine zwischen 17 Tage alten Cementmörtel-bändern.

Aus demselben Gewölbe und zwar nächst dem Scheitel des stehengebliebenen Theils.

Aus demselben Gewölbe und zwar nächst dem Scheitel des stehengebliebenen Gewölbtheils entnommen.

59

Die ganzen Steine zwischen Mörtelbändern aus Cement auf ihren Breitseiten zerdrückt.

Ganzer Stein, 25 X 12 X 6,5cm,

blassroth.

Desgl., aber von hellerer Farbe.

Halber Stein, 12,5 X 12 X 6,5 cm, Farbe etwas dunkler als bei a.

Halber Stein, 14 X 12 X 6,5cm, Farbe wie beim vorigen.

Ganzer Stein, 25 X 12 X 6,5cm, hellroth, geflammt, bei 10af Beginn des Ausblähens des Mörtels.

Format und Farbe wie beim vorigen , bei 9 at Ausblähen des Mörtels.

11,0cm laug, 12cm breit und 6,5cm dick, gelb und roth geflammt.

CT“ P

57

44

1942

Vier Ziegelsteine, a und b zwischen 17 Tage alten Mörtelbändern aus Cement, c und d zwischen 63 Tage alten Luft-mörtelbändern, aus 1 Theil Luftkalk und 3 Theilen desselben Sandes bestehend, wie er beim Gewölbbau verwendet wurde.

Aus demselben Gewölbe und zwar aus dem stehengebliebenen Theil des westlichen Widerlagers genau an der Bruchfuge entnommen.

ce

57

72

15

40

1942

Acht Ziegelsteine und Ziegelsteinstücke, a — d zwischen 17 Tage alten Cement-zwischen gleichen Luftmörtelbändern wie vorhin.

e—g

Aus demselben Gewölbe und zwar aus dem stehengebliebenen Theil des westlichen Widerlagers unterhalb der Bruchfuge genommen.

57

50

38

49

(!)

21

>-*a

32

<JQ

21

28

2511

bis

2514

Vier Ziegelsteine vom Format 18 X 18 X 6,4cm mit Cement-mörtelbändern auf ihren Breitseiten.

Baden (1884).

1,51

215

1,54

>309

1,42

96

1,42

122

Ganzer Stein, Format 25 X 12 X 6,5 cm. blassroth geflammt.

Dasselbe Format, Farbe heller als beim vorigen, gelblich mit rothen Flecken.

Ganzer Stein vom Format 25 X 12 X 6,5 cm, Farbe blassroth, geflammt.

Ganzer Stein vom gleichen For mat, von gelber, ziemlich gleich-mässiger Farbe.

Ganzer Stein vom gleichen Format, Farbe blassroth, geflammt; bei 12 ai beginnt der Mörtel auszublähen.

Ganzer Stein vom gleichen Format und gelber, gleichmässiger Farbe; bei 12at beginnt der Mörtel auszublähen.

Ganzer Stein, Format 25 X 12 X 6,5 cm, gelb mit blassrotbem Anflug.

Desgl., roth und gelb gestreift.

19 cm langes Stück, blassroth.

Halber Stein, 12cm lang, blassroth, geflammt.

Ganzer Stein, 25 X 12,4 X 6,8 cm, blassroth, gelblich geflammt mit rothen Flecken; bei 12at Ausblähen des Mörtels und Risse im Stein.

Ganzer Stein, 25 X 12 X 6,4 cm, Farbe hellgelb, flammig; bei 12at Ausblähen des Mörtels.

19cm langes Stück, Farbe hellroth, geflammt; bei 9at Ausblähen des Mörtels, bei 15at Risse im Stein.

Halber Stein, 14 X 12,2 X 6,5 cm, Farbe ziemlich gleichmässig roth; bei 9at Ausblähen des Mörtels, bei 15at Risse im Stein.

Gelb, Bruchstücke etwas sandig, zerreihlich.

Gelb, Bruchstücke scharfkantig, hart.

Gelb, Bruchstücke sehr weich und zerreiblich.

Hellroth, Bruchstücke wie vorhin.

50

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

öder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. , d. Gusseisen-1 Scheibe

auf dem Radius von

¹ festigred, auf keit 49 cm j Radius *9 Mittel aus

3 Mess.

pro

qcm

cm

gr

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

2515

bis

2519

Fünf Ziegelsteine

steine von 25 cm Länge, 12 cm Breite und 5 bis 8 cm Dicke, auf ihren Breitseiten mit Ce-mentmörtelbänderu versehen, deren Druckflächen parallel sind.

Gewölb-

Baden (1884).

Pi O CT 83

t—* H H vH

rfn O» Ol 05 -1 05 © Ol

275

co ©    vo

05 CO    l Ci

CM t—I    tH

2520

u.

2521

1985

1986

2060

2622

Zwei Ziegelsteine vom Format 26 X 12,5 X 6,5 cm mit Cemeutmörtelbändern auf ihren Breitseiten.

Zwei Ziegelsteine vom Format 25 X 12 X 6 cm, a duukel-

roth, hartgebrannt, b hellgelb, sandig, leicht zerreiblich.

Zwei Ziegelsteine vom Format 25 X 12 X 6 cm, a Vollstein, b Hohlstein mit 8 Löchern von 1,5 cm Durchmesser in der Dickerichtung.

Zwei Ziegelsteine vom Format 25 X 12 X 6,5 cm, leichte Sorte, a Maschinen-, b Handstein.

Drei Ziegelsteine, vom Format 25 X 12 X 6,5 cm, Feldbrand, zwischen Cementmör-telbändern auf ihren Breitseiten.

Desgl.

er 8=

Ol    4»-

Mi».    05

150

CM CO CM CM

T—I    rH

Gelb, Bruchstücke scharfkantig, hart.

Desgl.

Röthlich gelb, Bruchstücke ziemlich scharfkantig und hart.

Röthlich gelb, Bruchstücke weicher und zerreiblicher als vorhin.

Roth, Bruchstücke w'eich und zerreiblich.

Roth, Bruchstücke ziemlich scharf, aber weich und zerreiblich.

Desgl.

Freiburg i/B. 1881.

Desgl.

Desgl.

Aachen-Jülich 1885.

c3

er es er

cs ©

CS ©

240

82

Die ganzen Steine, zw\ Cement-mörtelbändern auf ihren Breitseiten zerdrückt.

118

250

83

30

136

92

80

Desgl., roth, ziemlich porös, wenig gebrannt.

Desgl., dunkler als der vorige, dicht, gut gebrannt.

2183

2079

Mauerstück von 19,5 X 19,5cm Querschnitt und 25 cm Höhe aus 3 Schichten Ziegelsteinen mit zwei 2—3 cm starken Mörtelbändern dazwischen, vom Hauptthurme des Ulmer Münsters, Glockenhaus.

Drei Würfel von 7 cm Kante aus Ziegelsteinen von dem Hauptthurme des Ulmer Münsters.

64

Hellroth.

Desgl. Beide Steine zwischen Ce-mentmörtelbändern auf ihren Breitseiten zerdrückt.

Dunkelrotli, ungleich gebrannt, daher Bruch etwas einseitig.

Heller als der vorige, gleichmässig zerdrückt.

Hellroth, gleichmässig zerdrückt.

Die Mörtelbänder bleiben gut; bei 40 nt die ersten Risse in den Steinen.

o er p

co CO CO t— 05 CM CM t—l

Hellroth und gelb geschichtet. Desgl.

Gleichmässig dunkelrotli, weich, zerreiblich.

936

3587

3588

2 Stücke von 4,3 cm Höhe und 6,5 X 6,5 cm Querschnitt aus einer Trottoir-Klinker platte.

Klinker platte von 21 X 21cm Grösse und 4,5 cm Dicke, Qualität Ia, in 4 quadratische Stücke von 10 X 10 cm Grösse zersägt, von denen zwei, a und b, sofort, die andern, c und d, nach dem Schleifen durch ein Mörtelbaud aus reinem Cement auf einander gekittet und durch ebensolche Mörtelbänder auf den Druckflächen abgeglichen wurden.

Kliukerplatte von 21X21 cm Grösse und 4,5 cm Dicke, Qualität Ib, 'in 4 quadratische Stücke von 10 X 10 cm Grösse zersägt und ebenso behandelt wie vorhin.

Zwei Würfel von ca. 12,5 cm Kante aus Klinker.

Mering (1876).

CS ©

o ©

CO t-© io

| Mit gehobelten Druckflächen.

Solln bei Grosshesselohe (1888).

Desgl.

Bayreuth.

© ft er p

© S3

CM I -T* -CS

cm'cm"

© cp

05 05 © ©

^ 05 rtT-^T

vH rH

t—j^GO. L—’ ©" rH vH

r-T cd'

CO CO

r.

343

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

•Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

auf red. auf 49 cm Radius Mittel aus

3 Mess.

dem

von

cm

gr

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

(455)

(456)

3586

2985

Zwei nahezu würfelförmige Stücke Bayreuth, von ungefähr gleicher Grösse wie die vorigen, aus Klinker, dichtere Masse.

Eine K link erplatte von 13,2 Bayreuth 1885. X 13.4 cm Fläche und 3,8 cm Dicke.

Eine Klinkerplatte von 13,2 X Desgl.

13,2 cm Fläche, 4,4 cm Dicke, dunkler, schärfer gebrannt als die vorige, aber aus demselben Material.

Eine Klinker platte von 21 X 21 cm Grösse und 4,0cm Dicke, in vier quadratische Stücke von 10 X 10 cm Grösse zerlegt, von denen zwei, a und b, sofort, die andern, c und d, nach dem Schleifen durch ein Mörtelband aus reinem Cement aufeinander gekittet und durch ebensolche Mörtelbänder auf den Druckflächen abgeglichen wurden.

Eine Klinkerplatte iu vier nahezu würfelförmige Stücke von 7 cm Kante zerlegt.

Bitterfeld 1888.

cS ,D

ftfl

JO

JO

-r

CO

05

05 05

OO

05

CO CD

05 00

CD~

CD

I—‘ h-1

^ Ca ca'kr

3421

561

Eine Klinkerplatte, 21 X 21 cm gross, 4 cm dick, in vier Stücke von ca. 9 X 9 cm Grösse zerlegt, dann zwei zuerst geschliffen und dann durch ein Mörtelband aus reinem Cement aufeinander gekittet, die beiden andern sofort aufeinander gekittet. Die so erhaltenen Druckprobestücke mit ebensolchen Mörtelbändern auf den Druckflächen abgeglichen.

Zwei Stücke von 9,0 X 10,0 und 7,0 X 6,5 cm Schleiffläche einer Mettlacher Platte.

| 292

255

In zwei Fällen gibt die Brandkruste eine kleinere, in den beiden anderen Fällen eine I grössere Zahl für die Abnützung.

Bei 225 at Bildung der ersten Risse.

Desgl. bei 225 at.

aus

Mettlach.

50    13,0

50    10,8

3306

Zehn Würfel von 10 cm Kante aus Schlacke.

Ferme St. George bei Metz (1887.)

JO JO JO JO to JO JO to JO to 'cd CO ~GO ’cc CD ~Cß ~CD CD'co'eO mODÜ'iMDmOOhOJ

1490

1840

1660

1200

1620

1810

Fein und dicht geschlossen.

Sehr feines u. gleichmässiges Stück. Fein, porös.

Mit einigen kleinen porösenStellen. Mit grossen Löchern (Blasen). Mit noch grösseren Löchern.

Mit einem grossen Loch (Blase). Aehnlich wie Exemplar a.

VI. Ungebrannte künstliche Steine.

701

733

1814

Ein Baustein aus Cement und Schlacke (1:6) vom Format 35 X 17 X 8,5 cm.

Ein Baustein aus Cement und Schlacke (1:6) vom Format 30 X 14 X 11cm.

Drei künstliche Mauersteine für Kanal- und Grubenbauten vom Format 29 X 14,5 X 7,5 cm,

München 1875.

München 1876.

München 1880.

COP

CO

C5

^ ^ t—I rH r-H

Der ganze Stein zw. Mörtelbändern aus Cement auf seinen Breitseiten zerdrückt.

Desgl.

Die ganzen Steine zwischen Mörtelbändern aus Cement auf ihren Breitseiten zerdrückt.

52

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

auf red. auf 49 cm Radius Mittel aus

3 Mess.

dem

Radius

von

cm

gr

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

1933

1944

Ein Kunststein vom Format aus Theer-und Torfmasse für Canal- und Grubenbauten.

Zwei Mau ersteine aus Cement, vom Format 25 X 11,5 X 6,5cm.

29 X 14,5 X 6,5

München 1880.

München 1881.

180

Der ganze Stein zwischen Mörtelbändern aus Cement auf seinen Breitseiten zerdrückt.

1461

669

1512

1513

1547

Ein Mauerstein vom Format 30 X 15 X 7,5 cm aus hydraulischem Kalk und Sand.

Drei Bausteine aus Cement und Schlacke, vom Format

30 X 15 X 12 cm.

Ein Baustein vom Format 30 X 14 X 7 cm aus 1 Theil Cement und 4x/a Theilen Sand, 2 Jahre alt.

Ein ebensolcher Baustein vom gleichen Format aus 1 Theil Cement,    1 Theil Kalk und

8 Theilen Sand, V* Jah»r alt.

Sechs Bausteine vom Format 25 X 12 X 8,5 cm aus Cement und Schlacke.

Landsberg 1877.

Augsburg 1874.

Staudach 1877.

Desgl.

Karlsruhe 1878.

O GM    rH    HC5H rH

lO ^    GM    CO GM CO Ci

Desgl.

Desgl.

Desgl.

99

99

Desgl.

Desgl.

2398

844

845

1379

Zwei Cementsteine vom Format 25 X 12 X 6 cm.

Drei Bausteine vom Format 24 X H,5 X 6 cm «aus 1 Theil Cement und 9 Theilen Grubensand.

Drei Bausteine vom gleichen Format aus 1 Theil Cement, 1 Theil Sand und 5 Theilen Schlacke.

Fünf Stück sog. Riegelsteine vom Format 28 X 14 X 10 cm aus schwarzem Kalk und Coks-asche.

Meiningen 1884.

Zürich.

Desgl.

Zuffenhausen 1877.

(3    9 CT'S³ H,® pO

lC CO CO lO    Ji    GO 0D 00 L— GO

rH rH rH rH rH rH CO CO CO

CO CM t*1 ^ ^ t—1 rH rH

Desgl.

99

99

99

99

99

Desgl.

99

Desgl.

99

99

Desgl.

99

99

1380

Fünf ebensolche Steine vom Format 28 X 14 X 6 cm denselben Materialien.

Desgl.

aus

950

951

2190

Vier Stück Schlackenziegel vom Format 25 X 11,5 X 5,5 cm aus 1 Theil Kalkhydrat und 5 Theilen Hochofenschlacke, hergestellt mit einer Handhebelpresse.

Vier Stück Schlackenziegel vom Format 25 X 11,5 X 7 cm, aus derselben Masse auf dieselbe Weise herges teilt.

Sechs Mauersteine vom Format 25 X 12,5 X 7 cm aus Korkmasse.

Achthai 1877.

Desgl.

1881.

t^lOt-lOCO CO <M CO TjH iO Q O CM O rH t-H rH rH rH GM Ol 03 CM GM lO lO lO lO

Desgl.

99

99

99

99

Desgl.

99

9?

99

9'

Desgl.

99

99

99

feOMMjsOOSbO 0,0,0,^, (TKß «O 03 O Oi 01C3050

Desgl.

99

99

99

Desgl.

99

99

99

99

53

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

auf

dem

Radius

von

cm

red.auf 49 cm Radius Mittel aus

3 Mess.

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

gr

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

1514    Vier Würfel von 13 cm Kante aus Staudach 1877.

einem 3 Jahr alten Beton-Quaderstück aus 1 Theil Ce-ment und 4x/a Theilen Sand.

1515    Ein Würfel von 15 cm Kante aus Desgl.

Beton, 1 Theil Cement und 7 Theile Sand, 3 Jahre im Boden und dann 1 Jahr im Freien gelegen.

3218 Vier Würfel von 25 cm Kante, München 1887. aus Beton, in Holzkästen hergestellt aus 1 Theil Oberbayer.

Porti and-Cementu. 10 Theilen Isarkies, 4 Wochen erhärtet.

JO JO JO JO

’ca'caVk^ to h—¹ -1 ca

05 05 T*l © 05 tJ< lO C£> iß CC

C5 05 <35 03 tO 05 OS

'ca^a'ca'ca

Bei 27 at starke Risse und Nachgeben, dann wieder fester.

3219    Vier Würfel von 25 cm Kante, Desgl.

aus 1 Theil Oberbayer. Portland-Ce ment, ¹/2 Theil Kalkteig und 10 Theilen Isarkies ebenso hergestellt, 4 Wochen erhärtet.

3220    Vier Würfel von 25    cm Kante, Desgl.

aus 1 Theil Oberbayer. Koman-Cement und 7 Theilen Isarkies durch Ein stampfen hergestellt, 4 Wochen erhärtet.

3221    Vier Würfel

aus der gleichen    Mischung,

durch Ein füllen    hergestellt,

4 Wochen erhärtet.

von

25 cm Kante, Desgl.

3215 Sechs Würfel von 12 cm (a und b) Desgl. und 7 cm (c — f) Kante aus

1    Theil Portland-Cement,

2    Theilen Isarsand und 4 Theilen Isarkies, die ersten 28 Tage an der Luft

gelegen und von Zeit zu Zeit genässt.

3216 Sechs ebensolche Würfel

Beton mit demselben Misch-ungsverhältniss, die ersten 28 Tage in feuchten Sand schlagen und genässt.

aus Desgl.

ge-

3367 Ein Würfel von 16 cm Kante

Beton: 1 Theil Portland-Cement, 2 Theile Quarzsand,

3 Theile Kiesel und Kies, l®/4 Jahre alt.

—    Fünf Würfel von 7 cm Kante, München, im Laboratorium

13 Wochen im Keller erhärtet, aus 1 Volumtheil Portland-Cement und 3 Volumtheilen Mainsand, in die Formen eingestampft.

—    Fünf Würfel von 12 cm Kante, München, im Laboratorium

13 Wochen alte, im Keller erhärtete Mörtelproben aus 1 Volumtheil Portland-Cement und 3 Volumtheilen Mainsand, in Mörtelconsistenz angemacht.

Fünf Würfel von 7 cm Kante, Desgl.

13 Wochen lang im Keller erhärtet, aus 1 Volumtheil Portland-Cement und 3Volumtheilen Sclilackensand, in die Formen eingestampft.

aus

München 1887

angefertigt. (1885).

angefertigt (1885).

<3 & « 'C

c3 .ß O 'Ö

t-tifl>p.ocrs5 cooo'p

CS .D O 'C ® 'n

ct> pj o c⁻ P

a> dl o er p

jojojojo ca ca co tf*

JO JO JO [O to JO    JO JO JO JO JO to to tO IO JO    JO JO JO tO

y—I t— CO co GO    OOOOO

cLcL cLcLcL    cLof <n cLcn

00 GC ^-1 GO OO -v| OO GO ►—¹

05 05 05 05

o o © ©

o o o o

CD CD CD CD

r-t 10^05 GO G> ö~ co cd'

Tt< CO CO

►JÄ. tfi. 4*.

ca ca ca oo

‘co'bt'bs'o

to IO tO tO

I-¹

G od    jßjxjwjo

ojcd baiTl^b 'o’Go'O 05

O TU i-H CD <M <M

159

158

171

180

181

173

77

75

63

91

H *sD CO O ^ T^iO^COiO r—< t-H t—4 rH t-H

Etwas einseitig zerdrückt.

Etwas einseitig zerdrückt.

Bei 150 at Risse.

54

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

auf red.auf 49 cm Radius Radius Mittel aus

3 Mess,

dem

von

cm

gr

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

2657

Fünf Würfel von 12cmKante, 13 Wochen alte, im Keller erhärtete Mörtelproben aus 1 Volumtheil Portland-Cement und 3 Volum-theilen Schlackensand, in Mör-telconsistenz angemacht.

Ein Betonstück von 20,0 X 16,3 cm Querschnitt und 17,5 cm Höhe aus 1 Raumtheil Portland-Cement undlORaumtlieilen Grobkies, 3³A Jahre im Freien erhärtet.

München, im Laboratorium angefertigt (1885).

Landshut 1885, Strassen-und Flussbauamt.

1,55

1,59

1,58

1,57

1,51

66

76

74

69

58

70

2658

Ein Betonstück von 20,0 X 16,5 cm Querschnitt und 18 cm Höhe , aus 1 Raumtheil Port-land-Cementundl 6Raumtheilen Kleinkies, 3³/4 Jahre im Freien erhärtet.

Desgl.

35

2659

Ein Betonstück von 17,5 X 17 cm Querschnitt, 18 cm Höhe, aus 1 Raumtheil Portland-Cement und 12 Raumtheilen Kleinkies, 3 Jahre im Freien erhärtet.

Desgl.

51

2660

2661

Ein Be ton stück von 19,5 X 16 cm Querschnitt und 17,5 cm Höhe, aus 1 Raumtheil Port-land-Cement und 20 Raumtheilen Mittelkies, 2¹/a Jahre im Freien erhärtet.

Ein Betonstück von 19,5 X 15,7 cm Querschnitt und 18,5 cm j Höhe aus 1 Raumtheil Port- | land-Cement u. 12 Raumtheilen | Mittelkies, 2x/a Jahre im Freien erhärtet.

Desgl.

Desgl.

2662    Ein Betonst ück mit 16 X 21 cm Desgl.

Querschnitt und 16,5 cm Höhe, aus einem Raumtheil Portland-Cement (von anderer Firma als beim vorig. Stück) und 12 Raumtheilen Mittelkies, 2x/2 Jahre im Freien erhärtet.

2663    Ein Betonstück von 21 X Desgl.

17,5 cm Querschnitt und 16 cm Höhe, aus 1 Raumtheil Portland-Cement undl2Raumtheilen Rieseln (3 mm fein), 3³A Jahre im Freien erhärtet.

2919

Drei Würfel von 10cm Kante aus Ingolstadt 1885. Beton, aus 1 Theil Roman-Ce-meut, 3 Theileu Sand und 6Thei-len Dolomit -Kleingeschläge.

2645 Zwei Wülfel von 15cm Kante aus Stoekheim , Magazin der Beton im Mischungsverhält-niss 1 : 4 Raumtbeile (7000gr Mainkies, 1034 ^/- Portland-Ce-431 gr Wasser zu jedem Würfel) in gusseiserne Formen eingestampft.

Eisenbalinbausektion

(1885).

28

51

oo

H CO CO »o oo

rH öd

oo oo

rH CM

Bei 18 «£ Knistern, bei 30at stärkeres Knacken, bei 38at die ersten Risse, bei 40 at Sprünge, durch Kiesel hindurchgehend, bei bSat stärkeres Krachen, bei 10 at Bruch, ziemlich gleichmäs-sig. Die Bruchstücke im Ganzen in Normalform, aber doch fallen viele Kiesel lose auseinander; mehrere Kiesel sind zerdrückt.

Bei lbat Knistern, bei \0at Knacken, bei 27 at stärkeres Knacken u. Knistern, bei 32at erster Sprung, bei 34at Abfallen von Kieseln an den Seitenflächen. Bruch ziemlich gleich-mässig, normal, die Kiesel weniger zerdrückt als vorhin, mehr nur ineinander geschoben.

Bei 17 at Knistern; bei 42 at stärkeres Knistern; Bruch erfolgt zuerst auf der einen, daun auf der andern Seite, aber die Bruchstücke sind ziemlich normal; nur sehr wenige zersprengte Kiesel.

Bei 16 at leises Knistern, bei 20«^ Knacken. Bruch einseitig; die Verbindung der Kiesel durch den Cement offenbar mangelhaft ; Kiesel nur sehr wenige zerdrückt.

Bei 16at leises Knistern, bei 47 at Abfallen einiger grosser Kiesel an einer Stelle, wo ein Hohlraum war. Bruch etwas einseitig, jedoch die Bruchstücke ziemlich normal; Kiesel nur wenige zerdrückt, doch mehr als bei den Stücken mit Kleinkies.

Bei 15at leises Knistern, das später wieder fast verschwindet, bei 84n£ leises Knacken, bei 52 at Sprünge, plötzlich und gleichmässig; ziemlich viele Kiesel zerdrückt, darunter grosse.

Bei 32at ganz leises Knistern, bei 76 at stärkeres Nachgeben und Auftreten von Sprüngen. Bruch ziemlich gleichmässig; Bruchstücke normal; nur sehr wenige Kiesel zerdrückt.

33 Tage alt. 84 Tage alt.

Bruch

ment und

Oj

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

auf red.auf 49 cm Radius Mittel aus

3 Mess.

dem

Radius

von

cm

gr.

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

2646

Magazin der

Zwei Würfel von gleicher Grösse aus I Stockheim

Beton im Mischungsverhält-    Eisenbahnbausektion

nisse 1 : 6 Baumtheile (lOOOgr    (1885).

Mainkies, 6S9gr Portland-Cement und Blhgr Wasser zu jedem Würfel) in gusseiserne Formen eingestampft.

t-H

CO Ol

cm'cm"

102

107

33 Tage alt. 84 Tage alt.

2647

2648

2649

2650

2686

2686

Zwei Würfel von 15 cm Kante aus Beton im Mischungsverhältnisse 1 : 8 Raumtheile (1000gr Mainkies, hll gr Cement, 352gr Wasser zu jedem Würfel) in gusseiserne Formen eingestampft.

Zwei Würfel von 15 cm Kaute aus Beton im Mischungsverhältnisse 1 : 4 Raumtheile und in der Consistenz mauergerechten Mörtels (7000 gr Mainkies, 1034gr Cement und 676 gr Wasser zu jedem Würfel) in die Formen eingeschüttet.

Drei Würfel von 15 cm Kante aus Beton im Mischlings liältnisse 1 :6 Raumtheile in derselben Consistenz wie die vorigen (7000c/r Mainkies, 689c/r Portland-Cement, 600 gr Wasser zu jedem Würfel) in derselben Weise hergestellt.

Drei Würfel von 15 cm Kante aus Beton im Mischungsverhältnisse 1 : 8 Raumtheile in derselben Consistenz wie die vorigen (7000gr Maiukies, 517gr Portland-Cement und 573 gr Wasser zu jedem Würfel) in derselben Weise hergestellt.

Fünf Würfel von 12 cm Kante aus Beton; 1 Tlieil Cement, 3 Tlieile Kies und ll/2 Theile Sand, durch Einstampfeu in gusseiserne Formen hergestellt, 7 Tage in Luft erhärtet.

Fünf ebenso grosse Würfel, auf gleiche Weise hergestellt, 7 Tage unter Wasser erhärtet.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

c5 &

«O CM CM CM

cm" cm"

ia t— co co CM cm"

31

41

109

118

ver-

JN3 fcO tO 'tololsö Ü’CDO

35

104

81

33 Tage alt. 84 Tage alt.

33 Tage alt. 84 Tage alt.

33 Tage alt. 84 Tage alt. 84 Tage alt.

2,

Desgl.

tCJOjsO

b-L b-L

h-L

28

3(3

43

33 Tage alt. 84 Tage alt. 84 Tage alt.

München, im Laboratorium mit Materialien aus Kempten (1885).

Desgl.

2686

Fünf ebenso grosse Würfel, auf gleiche Weise hergestellt, 28 Tage in Luft erhärtet.

Desgl.

2686

Fünf ebenso grosse Würfel, auf gleiche Weise hergestellt, 28 Tage unter Wasser erhärtet.

Desgl.

2015

O l- 05 CM iO    SD HO © iß CD C- ^ CO Cß

cococococo    coco^rcoco rr

cm" cm" cm" cm" cm*    cm" cm" cm" cm" cm" <m" cm" cm" cm" cm" cm" cm" cm~ cm" cm"

118

128

140

120

140

165

162

157

153

153

173

187

153

153

170

225

170

187

170

177

3043

Drei Würfel von 15 cm Kante ans Beton im Mischungsverhältnisse 1 Theil Portland-Cement und 12 Theile Kies und Sand.

Zwei Würfel von 25 cm Kante aus 1 Theil Portland-Cement, 2 Theilen Quarzsand und 3 Theileu Riesel und Kies, 140 Tage an der Luft im Freien erhärtet.

Aus einem, 1 Jahr vorher be-tonirten Hochbau (1881).

München 1886.

er p

'bo'io

05

32

57

43

CO CO t-h CO

rH t-H

56

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund

Material

oder

und

Probestücke

3044 Zwei ebensolche Würfel, aus einem Pfeilerstück ausgearbeitet, das aus der gleichen Masse hergestellt und ebenso alt war.

1759

Zwei Würfel von 15 cm Kante aus Beton im Mischungsverhältnis 1 Bonner Portland-Ce-ment und 2¹/? Sand.

Fabrikations-

Ort

München 1886.

Exemplar

Spezifisches Gewicht

t-h co ’^CO^ Cvfof

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

auf red.auf 49 cm Radius Mittel

aus

3 Mess.

Druck

festig

keit

dem

Radius

von

cm

gr.

kg

pro

qcm

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

CO lO CD iO

rH -pH

819

Zwei Würfel von 11cm Kante aus Beton im Mischungsverhältnis 1 Portland-Cement von Dyckerhoff, 1 Sand und 3 Kies. (Raumtheile).

820

Zwei Würfel von 11cm Kante aus Beton im Mischungsverhältnis 1 Portland-Cement von Schifferdecker, 1 Sand und 3 Kies. (Raumtheile).

Aus dem Bruchtheil einer ca. 5 Jahre alten Platte, die während dieser Zeit unbedeckt im Freien lag. (1879 angefertigt.)

Aus einem ca. 8 Jahre alten Kanaldeckelstück, das während dieser Zeit unbedeckt im Freien gelegen war. (1876 angefertigt.)

Aus einem ebenso alten und ebenso auf bewahrten Kanaldeckelstück. (Desgl.) ■

>-u

CD

CO CD

Sehr einseitiger Bruch.

CT 83

306

326

355

331

2188 Drei kegelförmige, oben abgerundete, 60cm hohe, unten 25, oben 15 cm im Durchmesser haltende Marksteine aus Beton, aus deren untersten Thei-len 3 Würfel a, b, c mit ca. 16 cm Kante hergestellt.

München 1881.

« er 83

co er>

o co co

T—t I—I

Die oberen Stücke, noch 36—42 cm hoch, unten 20,5—21,5 cm im Durchmesser, werden durch einen, im Scheitel concentrirten Druck von 3,0, 5,25 und bezw. 3,51 zerdrückt.

2730 Zwei Würfel von 17 cm Kante, aus einer Betonplatte theil-weise herausgesägt, theihveise geschroten, welche vor 4 Jahren im Mischungsverhältnisse 1 Cement, 3 Sand und 6 Kies hergestellt worden war.

Augsburg (1885 geprüft).

er 83

JsOJsS “co'bc o o<

CO T-t

r— i—

tH t-H

Zwei Mörtelbänder aus wohnlichem gutem Luftmörtel, bestehend aus 1 Theil frisch gelöschten Kalk und 2 Theilen Quarzsand, zwischen ebenen Mauerziegeln, 29 cm lang, 13,5 cm breit, 2,0cm dick, 8 Tage

ge

München 1877.

23

92

ult.

23

105

Begiim des Ausquellens des Mörtels.

Noch gut getragen unter fortwährendem Ausquellen. Nach dem Herausnehmen des Probestücks aus der Presse löst sich ein Stein vom Mörtel, dieser hält aber noch gut zusammen.

Beginn des Ausquellens des Mörtels.

Das ganze Probestück einseitig zerdrückt.

Zwei Mö rtelbänder aus Luftmörtel, bestehend aus 1 Theil frisch gelöschten Kalk und 4 TheilenQuarzsand, von gleichen Dimensionen, gleicher Anordnung und gleichem Alter wie die vorigen.

Desgl.

20

92

128

20

er

135

Beginn des Ausquellens des Mörtels.

Noch gut getragen.

Zerdrücken beider Steine vom .

Mörtelband aus.

Beginn des Ausquellens. Zerdrücken beider Steine vom Mörtelband aus.

Vier Würfel von 11,5 cm Kante aus gutem G ewölbmörtel, 16 Tage erhärtet.

Desgl.

Drei Würfel von 11,5 cm Kante aus gewöhnlichem Mörtel, 16 Tage erhärtet.

Desgl.

O CT P

507

Ein würfelförmiges Mörtelstück von 10 cm Kante.

AlteNürnbergerStadtmauer.

cqq— tH    o

t—I T—IHr-1    H H (M    ^

Nr. im Hauptverzeichniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen -Scheibe

auf

dem

Radius

von

red.auf 49 cm Radius Mittel aus

3 Mess.

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

cm

gr

Richtung des Druckes zum Lager

* 7C

2576

Acht Bruchstein - Mauerwerkskörper in Würfelform von 15cm Kante aus je drei ca. 4 cm dicken Platten aus Ur-thonschiefer, die durch zwei ca. 1¹/2 cm starke Mörtelbänder aus 5 Theilen Mainsand, 2 Thei-lenPortland-Cementund VsTheil Fettkalk verbunden sind; a bis c 5 Wochen, d bis f 13 Wochen, g und h 52 Wochen grössten-theils im Keller erhärtet. Die Druckflächen behufs Ausgleichung mit einer ganz schwachen Cementschichte überzogen.

Angefertigt auf der Baustelle der Brücke bei Ludwigstadt (Oberfranken)

1885.

342

257 _L

284 _L

275 : _L

co to

-I -I

iß

CO

-I

2577

Vier ebensolche Bruchstein-Mau er werkskörper, der Mörtel aus 6 Theilen Mainsand, 2 Theilen Portland-Cement und */2 Theil Fettkalk bestehend, a 5 Wochen, b 13 Wochen, c und d 52 Wochen grössten-theils im Keller erhärtet. Die Druckflächen ebenso abgeglichen wie vorhin.

Desgl.

-I

320

260

3087

284

Zwei Bruchstein - Mauerwerkskörper von 15,5 X 15,5 cm Querschnitt und 12,5 cm Höhe aus 3—4cm starken Kalksteinplatten von Sommerhausen und 1 cm starken Mörtelbändern aus 1 Raumtheil Portland-Ce-nient, 1 Raumtheil Weisskalk und 5 Raumtheilen Mainsand; 6 Wochen alt.

Würzburg 1886.

152

145

-l

Bei 200at Lockerung des Mörtels an einer Kante, bei 244 at Riss zuerst in der mittleren Steinschicht, dann auf die äusseren fortschreitend; Fortsetzung des Abbröckelns des Mörtels; bei 290 at Entstehen noch mehrerer Risse, bei 330at erstmaliges Knistern und leises Krachen; bei 342 at zuerst starkes Nachgeben auf der einen, schlechteren Seite, dann Bruch.

Bei 177 at Entstehen feiner Längsrisse durch alle 3 Schichten und auf allen Seiten; bei 244at Hervorquellen des Mörtels aus den Fugen; bei 257 at starkes Nachgebeu, Herausquellen des Mörtels und ziemlich gleichmässiges Zerdrücken der Platten.

Bei 200at Riss durch die mittlere Schichte; bei 244 at Auftreten mehrerer ziemlich gleich-massig über die Seitenflächen vertheilter Risse uud erstes Ausquellen des Mörtels; bei 284 at gleichmässiges Zerdrücken der Steine und des Mörtels.

Bei 213 at erster Riss durch Mörtel und Steine.

Bei 111 at Entstehen der ersten feinen Risse, bei 240at stärkeres Nachgeben.

Bei 200 at erste feine Risse durch Mörtel uud Stein.

Bei 230at erster Längsriss durch Mörtel uud Stein inmitten einer Seitenfläche, quellen des Mörtels findet nicht statt.

220at ganz feine Längsrisse. Bruch etwas gleichmässiger als beim vorigen, unter Hervorquellen des Mörtels in einer Schichte.

Bei 177 at Auftreten feiner Längsrisse , bei 200 at Ablösen des Mörtels an einer Stelle, bei 220at Ausquellen des Mörtels an mehreren Stellen, jene Risse kaum grösser geworden; bei 231 at starkes Nachgeben uud Zerdrücken des Mörtels und der Steine.

Bei 186 at die ersten feinen Längsrisse.

Bei 160 at Auftreten eines Risses durch Mörtel und Stein.

Bei 180 at feine Längsrisse.

Bei 85at Risse; bei ltX)a£ Abspringen des Verputzes und Risse. Beim Bruche die Steine zerdrückt, zum Theil auch der aus den Fugen tretende Mörtel.

Verhalten ganz wie beim vorigen Exemplar.

Ein Heraus-

Bei

58

Nr. im Hauptverzeiehniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

auf red. auf 49 cm Radius Mittel aus

3 Mess.

dem

Radius

von

cm

gr

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

3088

Zwei ebenso grosse, mit dem gleichen Mörtel hergestellte Bruchstein -Mauerwerks-k ö r p e r aus Kalksteinplatten von Höchberg, ebenso alt.

Würzburg 1886.

SO

er

246

218

3089

Zwei ebenso grosse Bruchstein-Mau e r w e r k s k ö r p e r aus Kalksteinplatten von Sommerhausen und Mörtelbändern aus 1 Raumtheil Portland-Cement, ¹/4 Raumtheil Weisskalk, 3 Ranmtheilen Mainsand, ebenso

Desgl.

192

-I -I

alt.

rQ

199

3090

Zwei ebenso grosse, mit dem gleichen Mörtel hergestellte Bruchstein-Mau er werkskörper aus Kalksteinplatten von Höchberg, ebenso alt.

Desgl.

252

I- I-

CT*

229

-I

Bei 105 at Risse im Verputz, bei 125 at Absprengen grösserer Platten, bei 180at Risse durch die Steine.

Bei 100 at Absprengen des Verputzes, bei 170 at Risse durch Mörtel und Steine.

Von 105 at ab Zeichen von Zerstörung, Risse und Abblätterungen im Verputz; bei 170a£ A bsprengen von grösseren Ecken und Auftreten von Rissen in den Steinplatten; gleichmässi-ger Bruch.

Verhalten ganz ähnlich wie beim vorigen Exemplar.

Bei 110at noch unverändert, dann schwache Risse; bei 190at Abspringen grösserer Platten des Verputzes, ein Riss durch Mörtel und Stein.

Verhalten ganz ähnlich wie beim vorigen Exemplar, doch treten die Risse etwas später, erst bei 215 at auf, worauf dann rasch die vollständige Zerstörung erfolgt.

3393

(487)

(488)

Ein Würfel von 8 cm Kante aus Kunstmarmor.

Zwei Platten von 20X20 cm Fläche und 2,5 cm Dicke aus ungebranntem Kunststein, schwarz und weiss gefleckt, jede in Viertel zerlegt und zwei Viertel von jeder schliffen.

Zwei ebensolche Platten, grau und weiss gefleckt, ebenso zerlegt.

Bockenheim bei Frankfurt a/M. 1888.

Bockenheim bei Frankfurt 1886.

Cf P

of •

IO

Ol OI O» Ol

i-T cT ^ co co

ge-

Desgl.

er p

40G

(489)

Ein Plättchen von 8X8 cm Fläche und 1,7 cm Dicke aus ungebranntem Kunststein

Desgl.

HO »O HO HO © HO

ODCNr-HGO^ cq^

coaf©\rf r-T ^ ^ lO

von

rother Farbe und porphyrartigem Ansehen.

(490)    j Ein ebensolches Plättchen von

brauner Farbe, porphyrartigem Ansehen, gröberem Korn als das vorige.

(491)    Ein Plättchen von 10,4 X 10,4 cm

Fläche und 2,0 cm Dicke aus ungebranntem Kunststein, Syenit-Imitation.

(492)    Ein Plättchen von 10 X 10 cm

Fläche und 2,5 cm Dicke aus ungebranntem Kunststein, grau.

(555)    Zwei Stücke von 9,7 X 9,6 und

9,8 X 9,0 cm Schleiffläche aus einer grau-schwarzen Fuss-bodenplatte ans ungebranntem Material.

(556)    Zwei Stücke von 9,5 X 9,6 und

9,6 X 9,8 cm Schleiffläche aus einer ganz ebensolchen Platte.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Zürich.

Desgl.

er P

c- P

SS

45,5

38,8

Ol

Z}\

©_<M„ y—i GO CO

HO 05

eoaT

CO CO

Nr. im Hauptverzeicbniss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung | für 200 Urndr. d. Gusseisen-Scheibe

auf red.auf 49 cm Radius Radius Mittel aus

3 Mess.

dem

von

cm

gr

Druck

festig

keit

kg

pro

qcm

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

(557)    | Zwei Stücke von 9,8 X 9,7 und Zürich.

9,6 X 9,5 cm Schleiffläclie aus einer ganz ebensolchen Platte.

(558)    | Zwei Stücke von 9,6 X 9,6 und Desgl.

9.5    X 9,5 cm Scbleilfläche aus einer schwarzen Platte von gleicher Grösse etc. wie die vorigen.

Zwei Stücke von 9,0 X 10,0 und Desgl.

9,3 X 7,5 cm Schleiffläche aus einer halben Platte von ungebranntem Material und grünlicher Farbe.

Zwei Stücke von 9,6 X 9,5 und

9.6    X 9,6 cm Schleiffläche aus einer buntgefärbten Platte von ungebranntem Material.

Zwei Stücke von 10,0 X 10,0 cm Schleiffläche aus einer C e m e n t-platte mit flacher Erpressung; anderes Fabrikat als die obigen.

Zwei Stücke von je 10 X 10cm Schleiffläche aus einer Platte von künstlichem Marmor.

Eine Ce ment platte von 3 cm Nürnberg 1888. Dicke und 25 X 25 cm Grösse.

Daraus 2 Plättchen von 12 X 12 cm Schleiffläche (a und b) uud zwei Würfel (c und d) von 7 cm Kante durch Aufeinanderkitten zweier passender Stücke.

Eine Cemen tpl atte von 4cm Dicke und 25 X 25 cm Grösse.

Daraus 2 Plättchen von 12 X 12 cm Schleiffläche (a und b) und zwei Würfel (c und d) von 8 cm Kante durch Aufeiu-anderkitten zweier passender Stücke.

(559)

(560)

(562)

(563)

3388

3389

3422

Eine Cemen tpl atte, 6eckig, 3cm dick, in vier Stücke von ca. 6 X 6,5cm Grösse zerlegt, davon zwei, a und b, zuerst geschliffen und dann aufeinander gekittet, die beiden anderen sofort aufeinander gekittet.

3456 ! Eine Cemen tpl atte von 25 X 25 cm Grösse und 4 cm Dicke. Daraus vier quadratischeStücke, von denen zwei, a und b, zuerst geschliffen uud dann aufeinander gekittet, c und d sofort aufeinander gekittet werden.

3457

Eine Ce ment platte von 28,7 X 28,7 cm Grösse uud 3,5 cm Dicke, in sechs quadratische Stücke von 7,5 X 7,5 cm Grösse zerlegt, davon zwei, a und b, geschliffen , die anderen vier paarweise zusammengekittet werden.

Winterthur 1887.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

C' P

ci ©

ci ©

ci ©

ci © v rd

ci © O HO

ci © o TS

Pu a> 'o* P

CO 05 CD CO CO CO

T-H Tt*

CO CO

Ql Ol

o o

<Oi ZJI

o o

Ol Ol

o o

© © o; 05 io ao    ^

^ >£>• © ©

05 05

'Ol'üT

r-T r-T

'cH©^ ao ©~ CO CO

O    05^

Oi" co    <o ©~

04 CM    H H

jüt -5

05

to to

•'JO

'Lr'bs

aq-^ of cP

T-1 1—t

© © L— CO t-H CM

Etwas ungleichmässig zerdrückt.

145

133

1276

255

1176

298

| 285

Etwas ungleiclimässig zerdrückt.

Bruch und Bildung der ersten Risse fallen zusammen.

Desgl.

Bruch und Bildung der ersten Risse fallen zusammen.

Desgl.

Bruch und Bildung der ersten Risse fallen zusammen.

Desgl.

60

Nr. im Hauptverzeichmss des Laboratoriums

Fund-

Material

oder

und

Probestücke

Fabrikations-

Ort

Exemplar

Spezifisches Gewicht

Abnützung für 200 Umdr. d. Gusseisen-Scheibe

Druck-

festig-

auf

dem

Radius

von

cm

red.auf keit 49 cm j Radius k9 Mittel

pro

3 Mess. 9cm gr

aus

Richtung des Druckes zum Lager

Bemerkungen

3584

Eine C emen tplatte von 25 X 25 cm Grösse und 4 cm Dicke, in vier quadratische Stücke von 10 X 10 cm Grösse getheilt, von denen zwei (a und b) sofort, die anderen (c und d) nach dem Schleifen aufeinander gekittet werden.

Nürnberg 1888.

cu o er £3

so so

i£5 so

170

200

Nach 400 Umdrehungen der Scheibe ist die Oberfläche aus reinem Cement abgeschliffen.

3585

Eine Cementplatte von 20 X 20 cm Grösse und 4,5 cm Dicke, Einfahrtstein, in vier quadratische Stücke von 10 X 10 cm Grösse zerlegt und ebenso behandelt wie vorhin.

Desgl.

cu o & p

so so

O C-cd'©' so so

135

Nach 400 Umdrehungen der Scheibe ist die Oberfläche aus reinem Cement abgeschliffen.

Bemerkung: Die Abuützungsversuche wurden immer im

Bemerkung: Die Abuützungsversuche wurden immer im trockenen Zustande der Probekörper und des Schleifmittels (Smirgel) ausgeführt, wenn nicht in der letzten Spalte das Gegentheil bemerkt ist.

Berichtigung*.

Seite 24 ist unter Nr. 3119 in der vierten Spalte statt 2,69 zu lesen 2,49* und in der achten Spalte statt 100 at beidemale zu setzen 1001

• *

'

4

V

/

/

HEFT YYm.

miTTHEILUNGENAUS DEM ME CHAMS CH-TE CHJÜS CHEN LAD OKATOHIUM der tecLiniscLexi Hoirhs clixile AlTincLen.

BLATT I.

33

+4

E±=±E3

::

:±f

4—

EH 44444

320

re

irr

•f

1—1—hi————r

1    ■ i-f

flTF

ttt

—re

4tt

ffl

re

mn

44

EEE44EE4

re

f-

4-H-

4-

00

-]—M—I

zniiö£

ä®

4al

rre

H+4f

J4öE

4-

...

Sigre

fk

i 4-

+■

'Trr:

:±ü±t:

4-

t±

/V

im

fl

iZ

IH3

2 80

Rffl

tm

dä

fl

-V

«3

5Ö

•amE

Hfl

n±4

-•—    *

<)

-f

“f—

i-4

re

flflß

fläreH

43

z_i:

_L

44

A-

mim

p-

flES

44

;re

Ttrjr

rem

HE

FEnim

===Ft

rer

alSP

refVfi

rH—--

(f.'i

gRBFrSrE

'lx

¹ tn

igte^mre

8ot

“f

^±0

ttt

fern

tf

SH

tte

TH

igtfl

-h-

xfc

4+

re

H—H-H

4i

re

-H-

jJ0J

r.

/i

f2§^F~~J jot* ürereT ; u

4-

re-

hp-rti

2W

4x3*4

öss

Öt

w-

]j

u£

1-4

SU

xi

jd kl

±E3

ffi

>:

i.Ck5

44

“t

P?

ms

Im

w§

00 re

re

Xre-

M-A

re

4LJ&.

tare

intÄ

-H-H

4-

st

are

Sö-

re

b-

iTßtf-

äffl

,V

TT

Q-X

XI

i.re'

+4

ffffl

XE

»5

'jg/4 ffr-wAAer,

4-

ei

- fl

SSI® 3t

XsflflTH—in-

fe ¹

XiiESI

ü l>

fiiisä

Efet

fl

rren

XP

srere

3T

-SSr

I- ■

re"

rrermare

H3e5

,-rer:----

trr T ; H j 1

reaXre

44--J^EKE|

reü®

reSi

s®“

TST4

d re.; re

—44

200>

ß¹

re

rei#ta rer 4

CJ u IJH-U

re

li

3-

«rf

A-/E :

rax

-re

aft

04?H3 THEtff, , 441 I ‘it: ■144

[■ 14-1-1—

faHg

1600

Wf-

'tU&t

«p

re

7Y

■j—f

xt;

YV

Ei

l^re

1201

re

-Ött

re2ö.

rre

re

43

rere:

e*-

r±E

flflS

rel

fl

Jö-.....

i®L

XE

h+3H

..

Emr

~A

4!

iE-

¹

Freui

Ci ¹¹

mmmtl+m Ä@SSiSS

iffifpifere

UH¹ h

rttiSä

4*,W

X’

re

re

re

J0

re

j [ IX

i-Hrere

re

tl

2üü

-1

T>-r t jre

F

4-4-4

rt

re

800

E-

IX

‘-11

i-Eifl

tef-

ress

tillEX

G,# iElj

ri

re

4 Sr

rem

r44r

-fl-

e#eI

III

&±s

2?

re

re

rer

m\

rrre

^=::

»ÄH

L2 3£ <

Ere

•o

4^-

v----

EÜ

re

t=±^

mm

re^rrmj

läzfl

res

:s-

reTr

T-

-«44

Ei3

P3

si

fl

rrt 1— i. I 1

mm

«s

7.

?U

re 11 .

re

re!

re?

fl

rere

W4

Eilt

ff

tc

IX

Et

ae

fl

re

-fl4rfl-^44fl-4ff4

|MT“

3T

re

-4

^FT

flö

rerere^

Sp

kIP

r iji

re

re£

:v⁴

Et

7ö

za

SE

fl

re

-)— 1 \CA

2lL

ft

re

re

fl?*¹

re

r-

+“b

.1

“f

Pf

■V

WO

1 r>

ifttW

1#!;

i*v

re

H—t—j—h

HI

re

14

j.

m.

Xre

rrr

tt

cs

4-

re

fl

■■ ’

4©Ä

00ZI

-EE

re

«■

fl

4-

4t|

:refl

re

irrere

flflS:

44H—H-H

-4

t±±

=444

—so

77

i—resi

rpy

r~

Efl

—re

44

-ot

re

«*

fl

Ti

...

44

fl

/re

fl

444

AH-4H

■v

+4

fl

re

4#i4h

4Hh—HH

43-

iE

-xSfl

Eh

fl

re

ttx

re

c<

: rem

44—1

4P

za

sifli_.it

-Hflt ^riEtE-

4-

FFhT-J 44 Sre isTEreHi

re

Ire

44

fl:

+■

~Aao

Tfe—

iisk

re

i^mre

re

rnfflZSt

Jl

re-

11 te

s,

Emt

areftfl

t:

fl

;f <c

FrelS

fl oUi

r.re

flre

fl¹²⁰

HrtHt

444

flfl!

re

w&

C. T

T320 . . ..

arere^

L Li.rrr ~n

IDüH....." E7

~lQQ

-g! ix:

-H4

fl/

sfl A

V,

Ht

4-

■H

444

J—r

Am-

nt

I4E

T-f

re

:4eB

fr

E-re

reflHitflrefl

tt:

TET \H

#HE

rn w-H

BW

RTO

-Ht-

—I———r

-H-H

flfl

22

...

’^2I

12SL

iül

Aam.

55i

5{W

-f

...

_j_ I___5 6Q...

...

■r

...

2p>3____

12 221

2 30

ctga b

44 1^44-t

4-

fl

rere:

J__

f-hf

re

J62|lj I { 1

::j>fli :.t ErAsjctre

rrtEttrH

0Ü0

ETO>-

re

flaa!

.,,,,,,,; flt reizflErereäi

2it

413 ÄU

rH—ITT

tuzstr

^222.

TTT

l oa E

[h

B lafll

fl

rror

TO

fl.....HE

,a.

401

Esa

+4-

rra

tre

mm

4=4--

re-—

JL

* -4*

I 4 PT0 -tfr |4

rsäp±±t

tülEfl

Eff

flttrett

jl e. - T . in

3BS

4-

-j-

■4    ■

re

rere

4444

i—1

H5jf00 spo id ~

/ Wh

iolofrö,

mm

iftiu iicitfttit -M> i3 vfa

- flpflrfl rejgPyffi';

fSOitfÖ

flt

qreSre

^w.,To E l

4-4~t~r4

OOa

EEh

ire

xs ■-*-

na

00

-P

rn

• ■ • c<

'<7

±t

-H

30

ul.

20

40

60

80

100

120

140

IbO

180

2 00

220

26 0

HEFTWJtt

AUTTHEILUNGEN AUS BEÄME CHANfSCH-TECHNISCHEN LABORATORIUM der tecluvrs eilen Hocliscliule -Mündien.

BLATT H.

bÜoMUtl:

-oZ>

44T

4-

ff

©Ql

Et

222

2M2

III

fr

4-4

4-

-t—4-4

p~u

ZT.

2ÖQ

ffö

i-4

SS

Mus

mi

-B5t

45 iE

tü

mscLLLL

-7

TgfP

24$

4---t-440-H---44

p.    zifffffftffsuffi

TfcnarttizTiiT:

0-=---1®

■^4-n4TrfTT

ui

ffifh

f- i

«te»

±±

6a

äa___

tii—i.! I i ' I I I 1—ho

LL40    —ff-*-?-*- 1 ‘jTf

TW

I4

VOJ

iffi

JtQO.

Ilä2äl

44

fl

t=h±±±±±

+-j

44

4-

fr

ffff

ff

444

EEd

ff

4-

lüäE

US

Aiü

44

2p

iE

m.

454

41

rar

MM---

Off-

ff

+4

44

44

4t

jfc

ff+W

ftt

Eff-©

35

-m&i

444444

ttü

AQj

-40_1

Fi

42

iÖ

ißZa

SSI

rü$

0.. ff

h: . jff ~

aff

KEg

siss

A6ü-

-■

n.....11

n*

ff

Ö44-JÄ

AüffzEZ

■M:

üüp

tüt

-Pt

-4—

tn

r#

th

5aS3:i: mih 3 r!3

.0

it

TT

-0=0

%7

0.

. .6 f)_

12

.100-

"ülö’

44

wäm

341-+-

4,

i%.

i (>

4+

444

4ef41-

f—I

ffbr

44r

44

-l

15 2£

444

ff

:A

iE

2S2

4+4

H-

■J----

tü

W4.

341

T-f

ri-e

ÜriF

wm

,44sth

ESE

-j—f—f

iF

T-t-

4444444t

r: 1; j u\ i inj

4444

34m

3E5

El

4+4

Öffi

444

TM

444

r><*

TT

rTT

uq

4444

444

4:5

±f3

-2ÖW

31

1(L

4io

14

-3

mm

fcS

iA^sxi

f+ÜQlt

14

Ü-

M—I

4i

\"'

FFttff

mmz

äfebjftoh

S _

-4

¹⁷ Mi

2+ü

2t

T-

£-

pt

ff

BÖ

.4

:¥

44

60.

aü

91

ßEK

WtWi

44

-T4

:Üttf TW

Tag®:

12 W.

4t

24

Ä-

iS

.—J—1——

4V

4-

ü44h

FT

■ :v5pE 02 j\JV -4-fl Pj

/ff

>en

• -i

/"

t=

.2

mo

ff

ff

vff

19

bei

ff

2ff

.• 4

ff

20

tÜ

44

m.

ff

j..

0=

03

:2

z±

44®

e:

Mff

-ff- U l

-T

t‘

ih

«E

(Ä

PP

.......

h-+T

⁷⁷

-I—

1-¹

L.

TT

Z4

ff ff

G ~

ff

W-

ff

ff

ff

•—

22s

m.

Va

ffM

ff

ff

24

t=ÜÜ

■#SE

- jon T'~

22

ME:

ff

-Mm

tS

.3

ff

k’

ff

ff-

-ff

9-

44

4-

ss

tt

4M

44-t

-r-T

I I--H

--HHH

ist

-E

a.

Ti

44

Er-m-t

EE

4:::

ff

12

03

g2

-4

LI3

GL

#1

2=

2P

ff =-

--

fiff

444

tr-44i

ffl

ffiT. _

to

ff

ffmdpSi

3jgSffrr^

30

ss

FFt 2ff

tZB

ff

ff

ff.-'

4M

ff

,• :

Eff

rr44T—l—1

ff

ff ff

jrv ; 1 1sr

- rfT:Ai~pT

0MM

_.L

4444

Z'

eh

ff

44

ff

44

iMommy

2:

8<j>7l| j~h

4*4

4t

44

4-

-ff

44

: :\ v

4-

-4

_„V

ff

444

4 ’■

:^ffi224E

44-4- J>4T H

-    ■ -r

ff

⁵‘

—t-

2f

Wm

/P°2

PW

■ 0

“IST—

ff+T1 udl1    ; il

4t2

.0

'Q\

f-

aff

htff

Sfl

ff

ff : 2

4-

ff

ff

75

SS:

f£

tT

IE

TT-

ff

ff:

iff

ff

ff

ff

o-ff

r <r

ffff

ffL

fftUWffrtr

ff

T>

0-

ff

ff

ff

TJAr-rh

iß⁸^

5:

HM

ff

Tt

»Eff

y+zw

t:»T

ff:

4 2!

.41.2 ff

tüd

vff

2i

flULi

rff:

ff

ff

ff«

eH0—

SÄp

ff

EP

ff

y/b

ji[[

44

Fff

.ff: jjf

ffff

ff

rti

21

il

3_I.l

~3'

15

ff

J-

ppi

fif

2To

El VS

e>

.. rm

CU-

ES

«ff

Tt

ffttt

70|Q

S i!

ff 0.

_L

HE

1 1 iffM

4rrr

■ftH—ht

ff

sv

:3

wy

S2*

5fc

wTw.

Hff

ff

ff

tiQM ; vj

e -M-t"

ff. z

T-

^$C22

hH---■

^öMT

iü

bs;

T:.

ff

g§

i-i——-

4ff

077

ff

ff

ff

V4

gff

Nrr

e<

\noo ihn

gl

+4

ff

ff

-H-

44-

Söff:

1--MM

Sffr

pfiPF

Jg

•?

......20.

Eff

H—jHtI

ff'-

äf

■

■ tTt, / ff 4

z'

z:

2222

xvV

J2Qi2ß_

ff

.4 ff. - -•

1. .

_M.

1&0 ..

----- —L

Sl

,2

ff:

ra

4-

tFtT

144

ssü

de

■f

I0J5

AM

rW ürßtti nmpli

vV

sf

+4

HMM-

ff :i

iS

2W

ffff

2/ xN

\S

ff

ff

MT

ff.

7!

ff

r ff 4-

t*

i --

4_

: -\*~

: m x7

m*

<1

—4 ■ A

m-.

\2

hör

0-11 i 1141

J20Q

ff

lim

ff

44

±t

%-

•b ./ g

.Tv-K v

ph-

ff

yfitf

k»!

ff

V «I

Tpf

12:22

ff

effTxn

,5v

EiüsUcit

MM

dE

ffO<7 2.5 70(7 ‘ %1 5» 0 l h)

frl

Ht

^Q| IffbH pi

25

ff

ff

ff

ff

Aff"

2&eü

-mdJUCEL

. tt

fü

hisn

-.ff

2.:

ff

24

ff

ff

ttü

0222^5:12 /

ZpSa _

i—Kff^rf

tzm.fi

wm

rrrrffl

44

rt

--

.ME

OOP . ;._?35](7pp ~ 1

ü*-Mq iidz mJtim- :d

ffä|4joQ

mm

aff

EM

r :

0TMMM--

t-i

4.

.♦foTT

43

ff

-höo

iO

ff

I—’ ÖQO

JL

ff

4t

JüPpoi

.ff

ff-

•-v’ ■

ai

20

:-l

To

-800MUII.

so

»§p

--

wo

120

rtiff

ff

.ff

fr-H+

3-

OTm=

4M

tä

+4

fflrA

f4-i I

j—li "i¥r\

ra/mmM

-ff

»Nv

- 'v " ■ -

-±t±

ff-

*■ -

-1—

-r-

-40‘

--

a-

ffü

444

-• '': -

■[ I ; I I i'Tt

ma

00

-f

-sooMUtl'.

mMbß. ff

20 af

i 1 tff

ü:

z_

■wr

±t

ToäF

io <*■

20

60

I

■

I

1

.

'

HEFT XMn

JAITTHEILUNGEN AUS DEM AVECHM1SCH-TECHNISCHEN LAEOBATORlUAV-p der tedänische 11 HocKschule MüRcheix.

BLATT BI.

I

f/ioyA i ;-gz

““□rriMn

1

rwm:

W

-i-jmlfli I ; i-U-:. .4$o. 1

Jp

*8

m .______ w iüo

4-4

iw:

I

’

r:; asafoi

foufld.)

-

FFF

:

/

/

.

' :>o oöt>

z

/

/

f

I i y

löOOM

’

7pp

— .l'sjm

;;

-

■t*

Ät

iS

iM

-f-T

M2

■

—

iii 1

ri—r

i

.! ! !

m

AA2S0I

T

■3M.

mo

V

4

£

-

j—

*

.IM*

\

-

«Ti

-4=

/

pp:

Mm...

7p

^ f

PI

f

/ ///yAA

t.

: jGgÜ

3

Bßq

Ä

rer"

Mj

nZ4

35

a£

Z'*"

t

n 1

3rtr

4=

Sffl

m

—4ß

+

r~

HlJ, f

d:

Pmä;

r¹ Lr

prSff

3

mm

4- I -

-

-4-f

4.

f

; ■

w±

4

4-4+

es

1

I

:

att

■

—

IßWrru

Hb

4-

f

7E

i‘

-

—

raff

4

*

4-

\

+

-

-i—f

| | H--h

4

:::

sr tllli¹

rr

t

;

:5±E

T-f

'

T

t

.

J

P-1 |y \i\

i,, i H \ A 4

rrem

V

t

-■

&

Vri,\i-.Äli\laW3i

Q> r

zjZ

95

-X

rrr

«

4

-

i l j[TB3f%4

gWHtSF rz:—

\

j)r ti- c

op

f

n

ü

~&²

4-4

b

tlv-

K.S

+>

£

Hg

-

1

c

P,

a

S- {^    )

SS

2"

4> -, ^

m

ü

3+

4^

i)

ff

+

fet

ifr

gu

-

A

]i'.i im*.

tscg^£

-

-

H

v

x^s.

i ;

*

-O—-\ -Hl

¹ A

5

V-

T A

¹ ! ISO! •

I M 8 I ! I

'rä-?¹

SfcS

t

\

n

H

7pö/- t

tst ■

7r

/ u

-2P

in

-4^

m

nmai

Z££

tm

m

P»

Vlj*^

7a

£@ö:

J1q*£

iTVti

x¹ IjPmf |

*

-

-

jW

■~

C5 , J ,

*

+

,'X

H--1—(—t-

ll M lag

* \

T5

Sj

i

4

ilG

x / i 4^C

^ : s

nOnMIlff.

. vv. t    ^

\ z    -r

«4

\i;ünl': .

So-ti

*

Si

mm

4

S5

4-

TuZ

^ns.h~

K

~

f

t?

T⁻

■ r

.....

1 '

ö

~

1

+

CS

:*-

/

4

y ^    —azvAj

^9    :

,vv

ÜM

ffi

=t>:

—

^ ;

:

??$:

•ifiii

ras

P94-

KZ

o

p ¹⁰.

aw

*»3W

fp

mmm

-

<uu)tttttl.

SP

p

(L<%frA

■=\

til

«tF

.\?=r.

&3

w?~ G

&

44

-=Ä

-44

ä m

&

S=s

V»

v

4>

rr.

\

-(—4

--

;pN>. .

1

x

-4^;

,o.

AS"

7—f

V\\'\a

PSmP

ht

-

t-Pk

' :

'A

I

\t=* ■

ZA

r±z

»7

%

1

<'

WA

■-64

£

t

&

w

SäÜ

"32 yn:

L

±

351> .

Mwi

-i

4

£

b

;

i ! •

*sj.

ft

fe4tp

■-^7

-ln m

—-

Eej

-

r

*■

■ Ö 1 i h ' : I ! ' ' ' \~^

,. -

^ (La

m    \ r ,

nt

>2

$

[53~

J)ra?

ft.

BQ

—

0

:;

}

4^

r4P

K

- *r-

-

4-

Sr

-4

AV-

r#

Z

4

l^ f --

BF

-

m

t

«=-

■P.

IflLLLU

PtkW

%

Al

cß

-

■—

w

*■

—_

V----:----

Sa

-t

tj

~~~71

*4.

• <c

~

■+■

[Q

■ X

m

<E

2/7

5

XZT4421

75q. . . .

3iJ

. . Wü

rri~.

ffl

rP

44

1

fe- tf

m

a

pg&'jyCTtp

A7 *.

m

A¹

F

- ^ 1

:A

l

t

|

h

H //

P22

rmMltl

m

ö?

/> 4    /■•'

T

Tsr

A

S

as

-e‘p-

: / : «

,0^

N I W

P

W-

T+fjW.

A4

tm

PT -bi

m

;

3p65^

M-i

4:{

x—H-

14

'7T'

rm=-

r—

P—

f- ¹ -

:E_

•f

-

Ap

44

-

i-r.

- —

Kr-»

-

h

ui'

- t U, T.L,

Ml

>>

z

-

L

,12\o»l

m

- \

a

B >A

oZAatt:

-

WB

sx

z.

4

a.

: \

•2-

.»Ir

w

\

4 jp.

\ A- ;

E

r»

-N

F522

DE

Sp

5fP

3t=

tw

SI

383

r-f—i—2^m/ ---

AZ

*544

::

‘

r’

p-4

■A-

fÄ

-

5R

>(/7

S

4p3in

k:

iw

iü

w

Or-4

P 7

l⁰.

im

rC,

v?ü' 1 r

7

PAS;

z

m

r

Sw....

R

44—H-H

SSI

j-> ^ ^A

«1 /

t^7|i

; >

\m£-

■W

m

7-

;

II

m

U"

r

S)

-

AHP

&£*

j

±m

m

m

yr/p\

y Boy

⁷ i d-

HS5

lAfG:

-P

7

p" t

iVl:aa

SS

a_

iii

<//

-w'4

W-

mA

//

e

10

4

t

.

-

-<r

I

ICP

z

A

iE

4

st.

<Ö ’ ^

T

$

-

4M

-’^v

4-i4pa

Sw

f4-

-4

4»^-

rirZ"

a-a:

v

L^¹

.s

[ j 4

o£

'Av-

V,

m

lät-H

rS®

3

RS

7

o*

-5

a»

m' ^

tr*^

0

AA

m

■er

ftr

Pa

4

tM

7

FZ

5

J

4

Z..

4^

'V

♦ -

PS

«FH

■

iMlA

swl

;5

•4

f

gw

r.

i

£

—

73ä

tt

.igCflJH) KJ PS

~'iCfev<V¹ »J-

ii

ApATP

ZA

Pp3A

\A

.

/O-

\

-i

.? . A

-A

14

p

■40

tmy

;4

! ts

4" °fi?my-ip5jwi m

4

4.

2

:

1

As

L

|4-

Ap

i

.»adp-

c-

3L> /lört-

71

- o7 -g

-fö'

2CL_____

P

4),;

vA: i ^

mm

(.? r

X

4

\

,A

.V

7

:

r

•.. AO/ •

SAP AS5(7

a

2|qM-

v

2CH3

J

r

r

A-v*¹

;

X

hi-*

7

*ä

vm

gmc—

ffl

m

W*

"üag

3

U

■P

'S

m

h

AAA-

*

4

oo

X.

•wa

e

ife

ö

U4¹-

&—TZ

4

1

m

!■ ■•: ■» (H-

4

a

9

“t

XH

itw r |

n

' ft

,r.

f»

'S

ui

<

_V

f-----7*-. ■•wigvtsj

iOS

\j

Pffl

kd

rfii:

Atl tu

r

■

wn

Fih

4

m^ssS^B

\ \ I I i ; g4A--:#:

3

4

j

-4

R^Ö

mm.

s

wäb.

£

ffi

N

V

7s

o-

Smd

■'■

z

m.

77

rn

Ar

x

A^ ■ --r

c*

o e

-•fOoMUtl.

r